Преображенская Вера Николаевна

Поделки из соломки

Вера Николаевна Преображенская

Поделки из соломки

Введение

Соломенная скульптура – это удивительное и ни с чем не сравнимое искусство. В раннем детстве так приятно играть во что-то домашнее, уютное, которое сделано руками мамы, старшей сестренки или своими собственными. Таким игрушкам присуща удивительная теплота, а натуральная солома радует глаз приятным золотистым цветом.

Из соломы можно без особого труда смастерить во множестве куколок-человечков, коней с растрепанными гривами, коз, кур, уток и другую живность. Дети обычно делают это легко, не задумываясь, и с чисто детским наитием. Они претворяют в своем творчестве все то, что видят вокруг. Бесценность этого творчества состоит в том, что им на протяжении многих веков занимались дети всех стран и наций без исключения. Они плели кукол без какой-либо методики, без изучения. Именно так когда-то возникали все ремесла и промыслы.

В наши дни многие искусствоведы проявляют особый интерес к видам творчества, напрямую связанным с художественной обработкой распространенных растительных материалов, в частности соломы. Они изучают всю историю возникновения этого исключительного вида прикладного искусства. Само наличие соломы в хозяйстве было важным показателем сельской жизни. Если много соломы, то урожай удался, и потому в течение целого года жизнь крестьянина будет сытой и спокойной. Наверное, поэтому стала солома главным героем многих обрядов, связанных с жизнью земледельца. Крестьяне водили веселые хороводы на проводах масленицы, а потом в конце торжества сжигали или отправляли плыть по реке соломенное чучело в кафтане и шапке, отгоняя от себя все беды и болезни. Из соломы мастерили жаворонков, зазывая раннюю и теплую весну. Так в сельских обычаях проявлялись далекие отголоски языческих обрядов. Если взрослые со стародавних времен использовали в своих обрядах соломенных человечков, то что говорить о детях. Разнообразные куколки из соломки станут для детей приятными и полезными игрушками, они обязательно принесут им счастье. Соломенные игрушки из года в год, из столетия в столетие были одним из любимых развлечений деревенской детворы.

Красивый и долговечный материал, соломка обладает большим потенциалом для формирования творческой активности, интуиции и фантазии. Уникальные свойства соломки, такие, как способность гнуться и сохранять заданную форму, позволяют использовать ее для создания различных декоративных скульптур и игрушек. Работы из соломки, при правильном содержании, долго хранятся, не меняя своего вида. Кстати, вовсе не обязательно красить соломку, она и так хороша сама по себе.

Если целенаправленно заниматься созданием рукотворной куклы из соломы, то нужно серьезно погрузиться в историю предмета, узнать, как и когда появилась та или иная кукла, изучить ее внешний вид, присущие ей функции. Ведь соломенная кукла и другие простенькие игрушки из этого материала имеют свою родословную. Каждая соломенная игрушка выполняла определенные функции, в их числе: общение, игра, приобщение к ремеслу, подарок, предмет магии, средство социализации.

При создании куклы обычно костюм и элементы его декора закладываются в конструкцию. Иногда они выполняются отдельно, а потом нашиваются или вплетаются в основу. В некоторых случаях при создании костюма используют текстиль и элементы вышивки. Однако вносить подобные добавления следует очень осторожно, чтобы не утратилась прелесть соломы – основного материала поделки.

Кроме знакомства с конструкцией и технологическими приемами изготовления той или иной куклы, при работе над ее образом приходится изучать костюм персонажа, а также его исторические, региональные, сословные, половозрастные и сезонные особенности. Создавая одежду для куклы, можно изучить историю народного костюма, орнаментацию и колористику тканей. Люди, которые профессионально занимаются этим делом, часто знакомятся в музеях с ценнейшими коллекциями тканей и платков. Создание тематических композиций из соломы зачастую требует глубокого знания быта, уклада, традиций, праздников, обрядов того или иного региона.

Работа с соломой представляет собой тот художественный ручной труд, который оказывает благотворное влияние на развитие интеллекта, речи и иных психических функций ребенка (и не только ребенка), активизирует способность к самостоятельному творчеству. Важно, что работа над разнообразными поделками из соломы, обладая большим потенциалом развития детей, поможет получить первые навыки, выработать трудолюбие, терпение и усидчивость, сформировать творческое мышление и развить фантазию.

Из соломы или соломки можно сделать своими руками всевозможные прекрасные поделки и игрушки, а также достаточно сложные изделия, такие, как украшенные разноцветной соломкой шкатулки и картины. Они создают уют в доме, их можно дарить. Однако для начала, чтобы научиться правильно применять этот замечательный материал, нужно сделать из соломы или соломки некоторые очень простые изделия вроде детских поделок. Работа над ними поможет правильно освоить технику, подарит чувство ощущения материала, его качеств.

ИЗ ИСТОРИИ СОЛОМЕННЫХ ПОДЕЛОК

Изготовление разнообразных изделий из соломы – одно из наиболее древних направлений народного творчества. Солому использовали при плетении половиков, корзин, коробов, туесков, головных уборов и другой подобной домашней утвари. Просторные плетеные сосуды, корзины, короба и прочее обеспечивали нужную вентиляцию и температурный режим, поэтому в них хранили зерно, муку, корм для скота, грибы, ягоды и другие домашние припасы.

Ремесло плетения из соломы пшеницы, ржи, овса и других зерновых культур объемных фигур и разнообразных поделок уходит своими корнями в далекое прошлое, насчитывая уже не одно тысячелетие.

Бесчисленные поверья и обряды были органично связаны с хлебом и соломой, поскольку сам трудовой процесс земледельца был ознаменован символикой зерна, колоса и снопа. Первые изделия из соломки появились именно у народов, которые занимались земледелием. Они были тесно связаны с ритуальными обрядами, посвященными древнейшим культам хлеба и соломы. Изначально куклам из соломы нашими предками была отведена магическая роль жертвования земным и водным стихиям и божествам. Они верили, что зерна и солома наделены божественной силой, призванной сберечь в них живородящую силу природы.

По всей вероятности, традиция использования соломы и соломенных поделок проистекает из значимости самой соломы в жизни русского крестьянина, поскольку она была органическим материалом и в труде, и в обрядовой деятельности.

...

Солома – это один из главных материалов в жизни крестьянина. Ее используют при строительных работах, добавляя в глиняный раствор для кладки, или формируют из нее покрытие крыш. Солома – это и корм для скота, и атрибут различных ритуалов, поскольку она символично связана с зерном и урожаем.

В знак благодарности за урожай крестьяне оставляли в поле пучок колосьев, заплетенный в косу и украшенный лентами и цветами. В церквах и в крестьянских избах всегда был выставлен нарядно украшенный сноп. Этот последний сноп, убранный с поля, почитался и хранился в доме до нового урожая.

Из перегнутого посередине и перекрученного веерообразно пучка соломы делали куклу «Хлебная матушка». Для создания рук и кос такой куклы отводили часть материала основы от линии сгиба или шеи. Для того чтобы кукла имела устойчивость, а также для придания пышности ее юбке, кукле подвязывали дополнительные соломинки по линии талии или насаживали основу на специально подготовленный соломенный колокол под юбку.

Еще одна кукла – Мать-прародительница – выступала в роли защитницы женщин. Кроме кукол, кони, козы, птицы из соломки также представлялись как божества и защитники.

В Рождество соломенные фигурки петуха, голубя и козы полагалось ставить на праздничный стол. К потолку над столом подвешивали соломенных птиц. Во многих домах в рождественские праздники к потолку подвешивали на нитях соломенных пауков.

В качестве поделочного материала солома была давно известна народным умельцам Белоруссии, Молдавии, Украины, России. В Белоруссии, Литве, на Украине была очень популярна инкрустация различных изделий соломкой. В XVIII в. на земле Белоруссии в двух церквях были созданы удивительные алтарные двери, рельефные украшения на которых имели вид тончайшей деревянной резьбы с позолотой. На самом деле они были обиты многочисленными деталями, сплетенными из соломы. Народные умельцы изготовляли из нее разнообразные вещи: различные корзины, короба, коврики, циновки, сумки, игрушки, ширмы и т. п. Суть этого вида спирального плетения состояла в том, что слегка скрученный соломенный жгут они обматывали прочной бечевкой и укладывали его по спирали плотными витками.

...

Среди мастеров стала традиционной техника инкрустации из соломки. В Нижегородской, Тверской, Вятской, а также и в других областях России умельцы украшали золотистой соломкой самые разные предметы, в частности ларцы, шкатулки, рамки, игрушки.

В России, Белоруссии и на Украине крестьянам в повседневной жизни чаще всего приходилось иметь дело с ржаной соломой, поскольку здесь рожь была ведущей зерновой культурой. Соответственно, на все хозяйственные нужды и всевозможные поделки шла именно эта солома. Кроме того, использовали для разных нужд пшеничную, ячменную и овсяную солому, хотя и в меньшей степени. Изготавливая поделки, умельцы непременно учитывали особенности каждого вида соломы, поскольку солома от разных видов злаков имеет существенные отличия. Поэтому крестьяне говорили так: «Гречишная солома кривая, ячменная смачная, а пшеничная пышная».

Ржаную солому в старину называли «ржаница», она была длинной и прямой. Но после того как ее распаривали и вымачивали в воде, ржаная солома становилась в такой степени прочной и гибкой, что из нее можно было плести самые мелкие изделия и украшать их тонкой отделкой. Ржаная солома шла на плетение корзин, сумок и ковриков.

Мастера Китая, Вьетнама и Японии освоили производство различных плетеных изделий из рисовой соломы, они плели из нее корзины, сумки, коврики, делали игрушки. Досконально изучив ее свойства, они научились искусно применять ее для изготовления декоративных панно, скульптур, ширм-перегородок.

Жители Польши, Чехии, Словакии, а также некоторых арабских стран освоили искусство изготовления панно-картины с использованием пшеничной и ржаной соломы. Также в Польше, Чехии и Словакии украшали соломкой пасхальные яйца, игрушки, рамки для фотографий.

В эпоху Возрождения в итальянских городах достигло пика своей популярности искусство интарсии, когда деталями из соломки украшали многие предметы домашнего обихода – от шкатулок до мебели. Эти предметы были подлинными произведениями искусства, доступными только очень состоятельным людям. Разнообразными узорами из соломки оклеивали всевозможные коробочки, шкатулки и мелкие предметы в Западной Европе XVIII–XIX вв. Там на изготовление поделок шла преимущественно пшеничная солома, поскольку поля в основном засевали пшеницей.

Максимального взлета ремесло плетения из соломы достигло в конце XVIII – начале XIX в. Примерно с середины XIX в. начался некоторый упадок в изготовлении изделий из соломы. Для такого поворота событий имелись определенные объективные причины:

– с течением времени утрачивали свою обрядовую значимость изображения животных и птиц;

– постепенно соломенные фигурки перешли в ранг детских игрушек и пустячных забав;

– в трудной повседневной крестьянской жизни зачастую не оставалось времени на изготовление игрушек.

В современной России возрождению забытых видов народного декоративно-прикладного искусства уделяется немалое внимание. Особый интерес прикован к тем видам творчества, которые тесно связаны с художественной обработкой широко распространенных растительных материалов. Возрождением удивительного ремесла, такого, как создание игрушек из соломы, заняты мастера во многих областях России. Тем более, что русская народная игрушка привлекает внимание специалистов уже более 100 лет. Начиная с 70-х гг. прошлого века, все большую популярность приобретает аппликация соломкой. Ее отличие от инкрустации состоит в том, что рисунок наклеивают на ткань или бумагу. Аппликация соломкой доступна для самостоятельного овладения этим мастерством.

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СОЛОМКА

Соломка – это замечательный и благодарный материал для работы, который трудно сравнить с каким-нибудь другим. Для славян, как и других земледельческих народов, солома в крестьянском деле была универсальным материалом. Прежде всего она шла на корм скоту. По причине ее долговечности, соломой покрывали кровли домов и разнообразных хозяйственных построек. Часто после суровой зимы крестьяне снимали солому с крыш амбаров и хлевов, чтобы прокормить скотину до появления новой травы.

Соломка – это красивый, теплый и душевный материал для всевозможных поделок, из нее можно смастерить несравненное чудо. В старину из соломы плели мережки различной ширины, затем их соединяли во всевозможные мягкие циновки, шили из мережек головные уборы, сумки и прочие бытовые вещи. Существует устойчивое мнение, что поделки из соломки обладают своей душой. Именно поэтому они несут надежду, добро и удачу всем, кто хоть однажды коснется этого народного искусства.

Виды соломы и ее свойства

Сухая солома – это хрупкий материал, но при распаривании она приобретает мягкость и пластичность. Однако солома хорошо сохраняет заданную форму и после того, как высохнет после распаривания.

Обычно для создания поделок принято использовать солому хлебных злаков: овса, пшеницы, проса, ржи, ячменя, гречихи или риса. Если же отсутствует возможность вовремя запастись соломой этих растений, то для изготовления поделок можно использовать сухие стебли любых других луговых трав.

С соломой очень приятно работать, поскольку она гладкая, гибкая, пахучая. Солома различных злаков обладает своими особенностями.

Рожь дает толстую солому темного цвета с длинными междоузлиями. Она бывает различных оттенков – от зеленого до золотого. Ржаная соломка – незаменимый материал для изготовления парусников или сооружений деревянного зодчества. Благодаря тому, что она самая длинная и достаточно прочная, способна долго сохранять форму, ее используют для изготовления разнообразных плетеных поделок: туесков, корзинок и пр. Мягкая, податливая и шелковистая ржаная соломка хороша для изготовления кукол.

Толстая и грубая пшеничная солома светлее ржаной. Она хорошо подходит для выполнения тех художественных работ, на которых предстоит изобразить архитектурные сооружения. Как и ржаная, пшеничная соломка также подойдет для изготовления плетеных изделий. Но из-за того, что она более грубая, толстая и короткая, пшеничную соломку не всегда можно использовать для некоторых типов поделок. Но из нее вполне можно делать кукол и разные фигурки.

Ячмень дает очень красивую эластичную и блестящую солому. Цвет ее варьируется в зависимости от сроков созревания. Она может быть нежно-белого, розового оттенка, вплоть до разных оттенков сиреневого тона. Ячменная соломка служит прекрасным материалом для цветочных композиций. Она годится также для изображения неба в пейзажах или ваз в натюрмортах.

Недостатки ячменной соломки заключаются в чрезмерной тонкости стебля, из него получается очень узкая лента при нарезке. Еще ячменная соломка во время работы не гнется, а ломается. Поэтому из нее трудно сделать куклу или другую игрушку.

Красивая овсяная солома имеет разные оттенки своего натурального цвета, он колеблется от слабо-золотистого до яркого тона, от желтого оттенка до цвета темного золота. Из овсяного стебля получается широкая эластичная лента, удобная для работы. Однако поверхность лент может быть разнородной: на ней гладкие участки сочетаются с четко выраженной фактурой. После заготовки овсяная солома приобретает красивый золотистый цвет. Это делает ее прекрасным материалом для различных отделочных работ, а также для создания мелких гибких деталей.

Рисовая солома бывает белого, кремового, бежевого, светло-коричневого, зеленого, темно-зеленого цвета. Трубки могут быть разными по толщине. Плотная и широкая оболочка стебля является самой красивой частью рисовой соломы. Эластичность, податливость и эффектный вид рисовой соломки делают ее незаменимым материалом в работе над любым сюжетом в разных техниках исполнения. Ленты рисовой соломки имеют красивую ребристую фактуру поверхности.

Солома гречишная в период полного созревания семян обладает ярким цветом, который колеблется от розового до темно-вишневого. Поздней осенью цвет соломы изменяется, ее окраска приобретает коричневатые тона – от светло-бежевого до темно-коричневого. Ленты из гречишной соломы имеют ровную, гладкую и блестящую поверхность. Эти свойства гречишной соломы позволяют использовать ее в разный период созревания для изображения цветов, ягод, ваз или закатного неба. Затем она становится прекрасным материалом для картин, где нужно показать структуру дерева: архитектурные детали, столы, скамейки, стволы. Однако гречишная солома не подходит для выполнения объемно-выпуклых аппликаций, а также работ в технике графики.

Сбор соломы

Для изготовления разнообразных поделок следует вовремя запасти солому. Важно правильно подобрать и распределить сырье. Так, для плетения годна только заготовленная вручную солома. Собирая соломку в различные сезоны года, можно получить совсем разный материал для поделок, а главное, различных цветов: от зеленого до ярко-желтого.

Собранная во время жатвы солома обладает богатой цветовой гаммой. Красива и эластична солома, оставшаяся зимовать и собранная весной из-под снега. Она имеет необычную окраску – от светлого до темно-коричневого цвета. Иногда вся поверхность такой соломы бывает очень эффектная, поскольку она розовая, пятнистая. Такая солома представляет собой ценный и редкий материал, который идет на изображение земли, дорог, деревьев и разнообразных бытовых предметов.

Следует иметь в запасе, во-первых, солому от различных злаков, собранную в разное время; во-вторых, солому от одного вида растений, но собранную в различное время созревания этих растений. Такой набор необходим, потому что срок сбора соломы является одним из факторов, влияющих на ее цвет. В течение лета приходится не один раз собирать солому.

Первый раз рекомендуется собирать нежные, шелковистые зеленые стебли еще без колосков. Примерно через две недели нужно приступить ко второму сбору. В это время у злака уже образовался колосок, нижняя часть стебля начинает желтеть, а верхняя еще зеленая. В колосьях зернышки еще как молочко, и этот период развития растений называется периодом молочной спелости. Чаще всего сырье для поделок заготавливают именно в эту пору.

Срок третьего сбора наступает перед уборкой, когда собирают все злаки. Лучше всего собрать солому за 3–4 дня до покоса, желательно не пропустить этот момент, поскольку для изготовления поделок не подходят сломанные или помятые стебельки, оставшиеся на поле после прохода комбайна.

Стебельки соломы, предназначенные для работы, должны быть без трещин, не мятыми и достаточно длинными. Поэтому стебли нужно срезать серпом или ножницами у самой земли, прямо или под углом. У некоторых видов злаков, имеющих более грубый стебель, его нужно срезать на уровне второго узла от земли, поскольку толстая нижняя часть стебля при обработке дает трещины. Солома мятая, сжатая машиной, для работы не пригодна.

Подготовку соломки для работы можно начать прямо в поле или на лугу – собирать в снопы и сушить, периодически проветривая. Высохшую солому следует очистить от узлов, разрезать на сегменты, убрать листья.

Стебли злаков имеют примерно одинаковое строение, они состоят из сравнительно длинных и полых трубок, называемых коленами или междоузлиями. Эти самые колена соединены между собой узлами. Целиком такой стебель называют соломиной.

Обработку надо начинать с удаления соцветия, его можно по отдельности отрезать у каждой соломины или же сразу у целого пучка. Для такой обрезки подойдут ножницы, но лучше всего работать при помощи специального, очень остро отточенного ножа-косяка. Он должен именно резать, а не рвать или сминать соломинки. Затем с междоузлий нужно снять покровные листья, а стебель разделить на отдельные отрезки (от узла до узла). Узлы обычно выбрасывают, так как из них ничего нельзя смастерить.

Обработанные стебли, их сегменты следует собрать в отдельные пучки по виду растений, длине и толщине. Можно также рассортированные соломины сложить в картонные коробки.

Верхние, самые тонкие части стеблей можно будет использовать в дальнейшем для плетения. Нижние, более толстые и широкие, части растений чаще всего разрезают на соломенные ленты. В дальнейшем они пойдут на создание аппликации и мозаики. Кстати, чистые и целые листья не следует выбрасывать: высушенные, они пригодятся для создания фона.

Подготовка соломы

Соломка долговечна, с годами она не теряет своих декоративных качеств. Поэтому ее можно использовать как сразу после заготовки, так и спустя продолжительное время. В качестве сырья для поделок служат ровные отрезки срединной части стеблей. Предназначенная для разных поделок, соломка по-разному готовится к работе. Перед началом работы злаки нужно очистить от загнивших и испорченных насекомыми участков. Следует помнить, что чем быстрее будет проведена первичная обработка сырья, его разборка и сушка, тем меньше будет потерь и выше качество соломы.

Сушка

Если во время сбора в поле солома была собрана в снопы, то на месте обработки снопы нужно развязать. Солому разложить на полу или стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В снопах солому держать не рекомендуется, так как оставшись непросушенной, она будет преть и станет непригодной для работы.

Зеленые стебли, еще не имеющие колосков, перед хранением нужно обязательно просушить в тени или в закрытом проветриваемом помещении. Иначе они перепреют. Для сушки солому разложить ровным, но не слишком толстым слоем, иначе процесс сушки будет происходить неравномерно. Следует несколько раз ворошить солому в течение дня. Если сушить собранную соломку на солнце, то под воздействием солнечных лучей она побелеет, приобретет золотисто-палевый оттенок и красивый шелковистый блеск. Однако надо помнить, что выгоревшая на солнце солома, приобретая своеобразную окраску, несколько утрачивает прочность.

...

Из свежей пластичной соломки, подсушенной на солнце, можно сразу же без кипячения мастерить кукол или плести полезные и красивые изделия. Стебли по мере необходимости надо замачивать и проглаживать.

Обычно сушка собранной соломы под открытым небом занимает не менее 4–5 дней. Во время сушки следует оберегать заготовки от дождя и росы. Под воздействием влаги стебли могут потемнеть и пожухнуть.

Разрезание

Просушенную солому нужно почистить, удалить узлы, листья еще пригодятся. Стебли аккуратно разрезать на части поперек, обрезая толстые узлы (коленца). Самые длинные отрезки в будущем можно использовать на плетение из круглой соломы, на изготовление циновок и штор. Для плетения пригодны и более короткие отрезки, которые можно разглаживать. Разрезанные и очищенные соломины рассортировать по длине и толщине, затем связать в пучки. Однако часть соломы следует оставить неразрезанной, она пойдет на изготовление скульптуры или для спирального плетения.

В продольном направлении стебли нарезают для изготовления соломенных лент двумя способами. При холодном способе стебли нужно просто разрезать вдоль и сильно пригладить кольцами ножниц, линейкой или другим твердым тупым предметом по лицевой стороне. В этом случае полоски сохраняют эластичность и блеск. Эту работу следует производить как можно тщательней. Работая с плохо разглаженными соломенными лентами, можно получить неровную поверхность аппликации. Этот способ обработки соломки незаменим тогда, когда исключается водно-тепловая обработка материала.

При горячем способе из соломы получаются широкие блестящие и податливые в работе ленты. Этот способ состоит из нескольких операций: стебли предварительно распаривают при температуре 70–80 °C, затем разрезают в продольном направлении и проглаживают горячим утюгом. Так заготавливают ленты из соломы для многих поделок или аппликаций.

Запаривание, вымачивание и распаривание

После долгого хранения соломка становится сухой и ломкой. Для восстановления гибкости и эластичности ее кипятят или запаривают, вымачивают в горячей воде. Время, необходимое для запаривания, зависит от жесткости соломки: чем она жестче, тем дольше следует ее запаривать.

Нужную эластичность, мягкость и гибкость приобретает соломка, вымоченная в кипятке. Для вымачивания поместить кусочки соломы длиной от 10 до 30 см в эмалированную емкость, залить их кипятком, подержать в воде некоторое время. Недавно заготовленную солому достаточно замочить на 30 мин в воде комнатной температуры.

Сухую прошлогоднюю солому нужно залить водой температурой 80–100 °C, накрыть пленкой или тканью, прижать гнетом и выдерживать до тех пор, пока она не станет мягкой. Но не следует оставлять солому в воде на длительное время – она может почернеть. Затем слить воду и завернуть солому в полиэтиленовую пленку или пакет. Можно завернуть соломку во влажную ткань, а во время работы постепенно доставать нужное количество материала. Подобным образом возможно хранить и сплетенные заготовки, чтобы они не утратили пластичность ко времени их использования.

Распаривание соломы можно осуществлять двумя способами: во-первых, залить кипятком сложенные в термос соломины, закрыть крышкой и оставить на ночь. Во-вторых, соломины сложить в кастрюлю, залить холодной водой и держать под закрытой крышкой в течение 1–2 ч на медленном огне.

Кроме распаривания в горячей воде, можно и другим способом подготовить соломку к работе, существенно повысив ее пластичность. Для этого перед началом плетения надо погрузить ее на 2 ч в 2 %-ный раствор нашатырного спирта. Затем промыть соломку в проточной воде и завернуть во влажную ткань точно так же, как и просто пропаренную. Тогда соломка не потеряет гибкость, необходимую для работы.

Сырье надо готовить только непосредственно перед работой и лишь в том количестве, которое можно использовать в течение рабочего дня. Если же запаренную или размягченную соломку не удалось израсходовать полностью за день, то не следует оставлять ее влажной, откладывая до следующего утра. Влажная соломка может покрыться плесенью. Лучше в таком случае просушить оставшуюся солому, переложив ее гигроскопичными салфетками.

Иногда солома еще не приобрела ту степень жесткости, когда ее необходимо распаривать. В таком случае перед разглаживанием соломенные трубочки нужно завернуть в мокрую тряпочку и оставить примерно на 15–20 мин, этого времени достаточно, чтобы солома размягчилась. Размягченные стебли разрезать ножом-резаком: ввести острие ножа внутрь стебля (его лезвие должно быть обращено вверх) и передвигать нож вдоль соломки до конца. Полученную полоску развернуть, положить ее блестящей стороной вниз на деревянную линейку и разглаживать при помощи ножа-резака. Нож держать в рабочей руке, а другой рукой придерживать край соломки. Линейку с соломкой во время разглаживания надо положить перпендикулярно к себе. Нож держать перпендикулярно линейке и под наклоном примерно на 135° от себя. Разглаживание производить движениями от себя – так получатся ровные полоски.

Разглаживание

Для плоского плетения и аппликации короткую и жесткую солому надо разгладить на ленты. Для этого взять самые мягкие и широкие соломины, положить их в эмалированный таз или другую емкость, обдать кипятком, закрыть плотно крышкой и оставить на сутки мокнуть. Распаренная и размоченная солома хорошо поддается разглаживанию, к тому же она не колется при плетении.

Через сутки нужно вынимать из посуды по 1–2 соломинки, разрезать их маленькими острыми ножницами или ножом вдоль волокон в продольном направлении. Затем соломины нужно расправить на чистом куске хлопчатобумажной ткани.

Далее соломенную пластину прогладить хорошо разогретым утюгом вдоль волокон с обеих сторон до полного ее высыхания (рис. 1).

Рис. 1. Разглаживание соломин: а) при помощи колец ножниц; б) используя горячий утюг

Гладить соломинки нужно на твердой подстилке, на сложенной вчетверо газете. Продолжать глажение до тех пор, пока соломинки не перестанут скручиваться и превратятся в ровные ленточки. Ленточки разглаженной соломы следует хранить в коробках, пакетах или пеналах.

...

Плотные стенки корзин, коробов и прочих предметов крестьяне сплетали из толстых и прочных жгутов соломы, добавляя различные ароматные травки, такие, как колючий чертополох или полынь. Тогда их не грызли мыши, не заводилась плесень. Эти изделия служили крестьянам десятилетиями.

Занимаясь глажением соломы, не стоит отбрасывать колющиеся и твердые отрезки. Их можно использовать позднее для прямолинейного плетения ковриков.

Изменение цвета – отбеливание, покраска

При выполнении художественных работ из соломки очень важно качество материала, поскольку лишь чистая блестящая соломка красивых серебристых и золотистых оттенков способна создать неповторимую игру бликов. Солома красива в своей собственной окраске, чаще всего ее используют в работе в естественной цветовой гамме, которая очень разнообразна. Природная окраска соломки напоминает золото или серебро. Ее цвет меняется в зависимости от горизонтального или вертикального расположения в работе. При необходимости или появлении желания поэкспериментировать, цвет соломки можно изменить. При помощи испытанных народных средств возможно придать соломенным лентам благородные природные оттенки. Кроме того, изменения естественного цвета стеблей злаков можно добиться путем особых способов обработки или хранения, без использования красящих средств:

– для получения насыщенной золотистой окраски соломку выдержать 2–3 дня на солнцепеке;

– ячмень, собранный в период молочной спелости, хранить полгода, в результате стебли после лежки приобретут розовый цвет;

– стебли дикого проса (метелки, растущие на кукурузных полях) обработать (прогладить) в течение двух недель после сбора, тогда их цвет будет розовый;

– стебли пшеницы в период молочной спелости окрашены в малиновый цвет. Для его сохранения нужно обработать (прогладить) стебли сразу же после сбора;

– пеньки убранной пшеницы, собранные в декабре из-под снега, уже имеют стальной цвет;

– для получения разных оттенков серого цвета можно взять обычную соломку, завернуть ее в мокрую тряпочку, положить в целлофановый пакет и оставить на неделю или месяц. В это время она будет преть, плесневеть, в результате посереет;

– стебли гречихи, собранные в конце августа, приобретают темно-вишневый цвет. Надо только не опоздать со сбором;

– если собранная еще в зеленом виде и высушенная в тени соломка через какое-то время утратила свой зеленый цвет, то для его восстановления следует на 40 мин замочить соломку в растворе медного купороса в пропорции 1 ст. л. на 500 мл воды.

Для более радикального изменения цветовой палитры солому прокаливают, а также красят с использованием натуральных растительных пигментов, различных химикатов или текстильных анилиновых красителей. Обычно соломку окрашивают после замачивания или пропаривания.

Для того чтобы соломка приобрела серебристый оттенок, или восстановила свой яркий и чистый золотистый цвет, или обрела разнообразные природные оттенки, ее нужно отбелить.

Считается, что лучше всего краска из натуральных красителей ложится на отбеленную солому. Надежно закрепляясь на поверхности соломки, такая краска дает яркие и чистые цвета.

Отбеливание

Путем отбеливания можно получить соломку серебристо-белого или нежно-серебристого оттенка. Кроме того, отбеливание помогает получить равномерную окраску стеблей. В силу естественных особенностей развития соломенные стебли неравномерно окрашены по длине. Там, где стебель отходит от коленца и покрыт листом, он более светлый и блестящий. Иногда на соломе, заготовленной в дождливое лето, можно обнаружить черные пятна (на всей партии или отдельных растениях). Такие же пятна появляются на соломе при ее неправильной сушке в сыром помещении или неправильном хранении. В этих случаях восстановить естественную и равномерную окраску можно только путем отбеливания.

Отбеливание соломы осуществляют, используя различные водные растворы:

– гидропирита – 6 таблеток гидропирита на 1 л воды;

– смеси перекиси водорода с нашатырным спиртом – 150 мл 15 %-ной перекиси водорода и 20 мл нашатырного спирта на 1 л воды;

– смеси перекиси водорода с аммиаком – 150 мл 15 %-ной перекиси водорода и 20 г аммиака на 1 л воды;

– смеси перекиси водорода с нашатырным спиртом и каустической соды – 150 мл 15 %-ной перекиси водорода, 20 мл нашатырного спирта и 40 г каустической соды на 1 л воды.

Воду для приготовления смеси следует подогреть примерно до 30–35 °C, затем развести в ней необходимые компоненты. Предназначенную для отбеливания соломку уложить на дно эмалированной или стеклянной посуды, залить горячим раствором и сверху положить груз, чтобы солома была полностью покрыта раствором. В водном растворе перекиси водорода с нашатырным спиртом или другими компонентами солому выдерживают в течение 1 ч. Для более сильного отбеливания солому оставляют в растворе на 6 ч или на ночь. В 3 %-ном растворе перекиси водорода солому отбеливают в течение суток, хотя допускается кипячение на слабом огне для ускорения процесса.

Отбеленную солому следует долго и тщательно мыть в чистой проточной холодной воде, чтобы полностью удалить все частицы отбеливателя. Иначе оставшийся в растительных тканях отбеливатель будет продолжать свою разрушительную работу. Промытую соломку высушить и связать в пучки.

При работе с отбеливающим раствором нужно обратить внимание на правила безопасности. Во-первых, не следует допускать попадание раствора в глаза. Во-вторых, осуществлять все работы с раствором или последующим промыванием соломки в воде можно только в резиновых перчатках. Переворачивать и доставать солому из раствора надо только деревянными щипцами и надев резиновые перчатки.

Для осветления соломки и придания ей серебристо-беловатого оттенка также можно использовать 2–5 %-ный раствор питьевой соды. Однако длительность процесса будет больше по сравнению с применением растворов перекиси водорода.

Для осветления или отбеливания соломки еще применяют самый обычный бытовой отбеливатель для хлопчатобумажных тканей, изготовленный промышленным способом. Если требуется получить серебристо-белый оттенок соломы, ее опускают в раствор персоли. В растворе персоли солому можно кипятить. После применения всех этих способов соломку также нужно тщательно промыть и просушить.

...

Крестьяне пропитывали соломенные кули и короба сосновой живицей. Тогда они зачастую не уступали деревянным бочкам – удерживали налитую в них воду.

Отбеленная солома делается более мягкой и равномерно окрашенной. Но отбеленная до чисто белого цвета, она утрачивает мягкость и декоративность.

Окрашивание

Яркий желто-золотистый цвет можно придать соломке путем ее кипячения в растворе питьевой соды (1 чайная ложка на 1 л воды). Трубочки нужно кипятить не более 15–25 мин, длительное кипячение может изменить цвет и привести к потере блеска.

Рыжеватый или золотисто-коричневый цвет соломки получают путем ее кипячения в отваре луковой шелухи. Насыщенность цвета будет зависеть от концентрации отвара и срока кипячения – цвет может варьироваться от светло-золотистого оттенка до темного красновато-коричневого тона. Воздействие раствора луковой шелухи усилится, если добавить в него кору дуба или ольхи. Если нужны еще более темные золотистые, коричневые и темно-коричневые оттенки соломки, то ее следует прокалить на противне в печи или духовом шкафу в течение 10–30 мин. При этом нужно внимательно проследить за тем, чтобы соломка не соприкасалась с огнем и не загорелась.

Коричневые тона различной насыщенности можно получить путем проглаживания соломин или соломенных лент горячим утюгом. Насыщенность полученного оттенка зависит от температуры нагрева утюга и времени обработки, утюг при этом предпочтительнее взять чугунный. Для того чтобы не сжечь соломку, соломенные ленты надо положить на гладильную доску между толстыми листами картона или стопками газетных листов.

Розоватый цвет соломки получают при помощи кипячения в растворе марганцовокислого калия или в отваре свеклы. Кипячение соломки в насыщенном свекольном отваре придаст ей бордовую окраску, а в отваре подмаренника – красно-бордовый цвет. Меняя степень концентрации раствора и время кипячения, можно окрасить соломку в бурый, красный или другой цвет из этой гаммы.

Коричневато-зеленый или буро-зеленый цвет соломке придаст кипячение в отваре ревеня.

Растительные краски придают материалу мягкие, приглушенные тона, но они характерны естественной красотой и высокой светостойкостью. Соломка, окрашенная анилиновыми красителями, предназначенными для окраски шерсти, приобретает яркие, насыщенные цвета. Окрашивание анилиновыми красителями позволяет получить яркую гамму цветов: красный, фиолетовый, зеленый, оранжевый и др. Они существенно усиливают блеск природного материала. Однако анилиновые красители отличаются слабой светостойкостью и быстро выгорают под открытыми лучами солнца в отличие от растительных аналогов. Поэтому соломенные изделия, окрашенные анилином, следует оберегать от попадания на них прямых лучей солнца.

Для окрашивания соломки анилиновыми красками нужно приготовить водный раствор в следующей пропорции: 1–2 г красителя на 1 л воды с добавлением 2 мл уксусной кислоты и 1 г поваренной соли. Все компоненты нужно развести в воде, довести раствор до кипения и погрузить в него соломку. Продолжить кипячение вместе с соломкой в течение 45–60 мин. Для получения желаемого результата ленты можно оставить в красителе еще на 2–3 дня. Обычно способы окраски указаны на пакетах с красителями. При крашении анилиновыми красителями блеск соломы не снижается и не теряется. Варьируя концентрацию раствора и длительность кипячения, можно достигать разной интенсивности цвета – от нежного, слабо окрашенного тона до яркого, густого, насыщенного. Желательно перед крашением прокипятить соломку в слабом мыльном растворе, что даст более равномерное окрашивание.

После окрашивания любыми красителями соломку необходимо тщательно промыть холодной проточной водой и просушить.

Проверка качества соломки

Для проверки готовности материала к работе нужно взять одну из обработанных соломин, завязать узлом и туго его затянуть. После этого тщательно осмотреть получившуюся структуру. Качественная солома не должна дать трещин ни на узле, ни рядом с ним. Сам же узел должен получиться округлым. Если солома отвечает этим требования, то она годится для плетения.

Излишне сырые стебли можно завернуть в сухую хлопчатобумажную тряпочку и протянуть соломины сквозь нее, удаляя лишнюю влагу и пузырьки воздуха.

Хранение соломы

Солому можно хранить в пучках. Просушенные и перебранные стебли связать в небольшие пучки и хранить в сухом проветриваемом помещении. Или разложить очищенную солому по сортам, завернуть в газету каждый сорт, связать пачкой и надписать на каждой пачке название сорта.

Обработанные сухие соломенные стебли желтого цвета можно хранить и в коробках. Высушенные, разрезанные и очищенные от листьев соломины тут же нужно рассортировать по толщине и длине, затем разложить по коробкам. Такой способ сушки и хранения соломки достаточно трудоемкий, однако он компактный и удобный для дальнейшей работы.

Удобно хранить обработанную соломку в коробках или пеналах, разложив ее по тональности. Пеналы или специальные бумажные трубки для хранения соломы сделать совсем несложно, достаточно запастись плотной бумагой. Лист бумаги намотать на скалку для раскатывания теста и заклеить клейстером по борту. Таким способом листы бумаги надо накручивать вокруг оклеенной скалки до тех пор, пока толщина слоя не достигнет 3–4 мм.

После того как бумага высохнет, легким постукиванием молотка выбить скалку из трубки. Затем к пеналу приклеить круглое донышко. При желании, можно сделать и крышку. Пеналы делают высотой от 20 до 40 см, поскольку соломенные отрезки длиннее не бывают.

Самые толстые, жесткие и короткие отрезки соломы нужно сложить в отдельную коробку или пенал, они пригодятся для макетных и отделочных работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Оборудование рабочего места

Для работы с соломкой не требуется специально оборудованного места, нужно только соблюдать общие правила. Лучше всего работать за чистым удобным столом, на котором можно свободно расположить солому, коробочки с готовыми соломенными лентами по оттенкам, другие материалы и необходимые принадлежности. Все эти предметы должны быть расположены так, чтобы до них было легко дотянуться. Но в то же время лучше не класть на стол ничего лишнего. Желательно застелить рабочий стол клеенкой, чтобы уберечь его поверхность от возможных капель клея или воды. Кстати, для выполнения плоскостной аппликации следует приготовить выглаженные соломенные ленты, а для создания объемной игрушки – неразрезанные соломенные трубочки.

Рабочее место нужно расположить так, чтобы свет падал на стол с левой стороны. Важно работать с соломкой при хорошем освещении. Желательно, чтобы рабочая плоскость стола располагалась на уровне колен. Для работы подойдет низкий столик, поскольку многие операции производятся на весу.

Перед тем как приступить к изготовлению разнообразных поделок из соломы, нужно выделить специальное место для сушки собранного растительного материала. Еще необходимо предусмотреть место, в котором можно свободно, не мешая другим членам семьи, заниматься обработкой соломы: освобождать ее от листьев, убирать узлы, вырезать ровные части. Также необходимо приобрести подходящие емкости для замачивания и кипячения соломки, ее последующего крашения. Кроме того, нужно иметь в запасе растительные или синтетические красители.

...

Удивительными секретами мастерства ныне владеют далеко не все плетельщики. Но когда-то умели плести из жгутов соломы предметы быта почти все крестьяне. Навыки ремесла передавались из поколения в поколение.

Поскольку перед началом плетения соломинки нужно на 10–15 мин опустить в воду комнатной температуры, а затем завернуть в лоскут влажной ткани, то надо приготовить подходящую емкость (лучше всего кювет или таз) для замачивания соломы и кусок ткани для ее заворачивания.

Для выполнения аппликации может понадобиться в качестве фона плотный материал: цветная гладкая или бархатная бумага, самоклеящаяся пленка, искусственная кожа или замша, ткань с различной фактурой, клеенка, картон, фанера, тонкие дощечки, тонкие листы ДСП, пластик, оргалит. Оргалит – это вид прессованного картона, из которого обычно делают ящики для перевозки мебели. Он имеет с одной стороны гладкую поверхность, а с другой поверхность шероховатая. Именно шероховатую сторону следует использовать как фон картины. Особенно красивы аппликации, панно и картины, выполненные на основе из цветной бархатной бумаги или бумаги для пастели, шелковистой ткани – шелк или атлас темного цвета. Можно использовать светлый шелк, но его нужно предварительно расписать красками для батика на тему, соответствующую будущей композиции из соломки. Вообще, в качестве основы лучше выбирать плотные неэластичные ткани типа мешковины, джинсовой ткани и т. д.

Иногда умельцы выполняют аппликацию прямо на бытовых предметах из дерева, декорируя сам предмет. Для этого нужно запасти различные деревянные заготовки – шкатулки, ключницы и т. п.

В качестве вспомогательного материала для работы в технике аппликации надо иметь прозрачную бумагу – кальку или тонкую папиросную бумагу для изготовления из соломенных лент фрагментов композиции (на кальку будут наклеиваться пластины соломки).

Вспомогательным материалом в декоративной аппликации из соломки является так называемый соломенный бисер. Его можно изготовить из самых маленьких и неровных лент, которые надо нарезать на мелкие кусочки прямо или под углом. Таким образом, из лент получаются квадратики, ромбики или прямоугольники.

Соломенный бисер удобней всего хранить в коробочках (пакетиках) – отдельно каждый вид. Его также используют для украшения деревянной посуды или недорогой бижутерии для подростков.

При создании аппликаций или картин для наклеивания соломки обычно используют клей «Момент» или ПВА, резиновый, казеиновый, столярный. При использовании в работе клея ПВА следует подбирать клей хорошего качества для канцелярских работ; от строительного клея ПВА лучше отказаться, поскольку он слишком жидкий – будет растекаться. Можно использовать универсальный полимерный клей с прозрачной основой, а также быстросохнущие синтетические клеи, образующие при высыхании бесцветную пленку. При выполнении некоторых работ может понадобиться клеевой пистолет, клеевой карандаш или двусторонний скотч.

В качестве дополнительного декорирования работ из соломки допускается применение бисера, искусственных цветов и веточек, ракушек и многого другого из того, что впоследствии может продемонстрировать художественный образ, подчеркнуть его особенности.

Для фиксации аппликации на фоне и защиты ее от внешних воздействий необходимо качественное стекло.

Для профессионального оформления готовой работы нужны рамы и рамки соответствующего размера. Для работы с соломкой не требуется каких-либо особо сложных инструментов или приспособлений.

При изготовлении разнообразных соломенных поделок потребуются:

– острые ножницы прямые (разного размера) и маникюрные, канцелярский нож для резки бумаги и нож с коротким, заточенным под угол лезвием;

– пинцет для работы с мелкими деталями;

– пробойники, шило;

– пресс (любой тяжелый предмет) для выравнивания плоскостных готовых изделий;

– утюг и гладильная доска для разглаживания соломы. Утюг предпочтительнее иметь или чугунный, или тяжелый электрический 1970-х гг., поскольку не все современные утюги могут нагреваться до нужной температуры;

– паяльник малой мощности, тонкое шило на деревянной ручке или игла для выжигания по дереву для создания акцентов в виде различных штрихов, теней или небольших пятен темных оттенков. Можно взять специальный прибор для выжигания по дереву, но его конструкция не позволяет наносить очень тонкие линии и мелкие точки;

– простой карандаш, ручка, бумага писчая (ксероксная);

– черная или цветная тушь, морилка, краски для ткани, аэрозольная краска в баллончике, бесцветный лак, кисти для краски;

– кисти для клея разного размера (для крупных деталей), тоненькая спица или зубочистка (для приклеивания мелких деталей), мягкая ветошь для удаления клея (рис. 2).

Рис. 2. Набор самых необходимых инструментов и материалов для работы с соломой

Для изготовления объемной игрушки нужны такие инструменты, как:

– большие острые ножницы;

– нож с широким лезвием;

– деревянная шпажка или палочка для кукол;

– портняжная игла, деревянный молоток, пластилин, леска, проволока.

Для работы над куклами и объемными фигурками нужно иметь два вида ниток – толстые, очень прочные, из армированного хлопка или капрона, и тоненькие шелковые, золотисто-желтые, подобранные под цвет соломки. При изготовлении соломенных кукол и объемных игрушек могут понадобиться лоскуты тканей различных цветов, декоративная тесьма, ленты, кружево и шнуры.

Очень важное устройство в работе над куклой из соломы – это специальное приспособление под названием «коза». Для его изготовления можно использовать в качестве основы обычную разделочную доску. Немного отступая от ее нижнего края, просверлить два наклонных отверстия на расстоянии 5–6 см друг от друга. В эти отверстия вставить две небольшие, смазанные клеем палочки – это рога «козы».
В прежние времена крестьяне при помощи такого приспособления резали для скотины солому. В наше время оно необходимо для четкого выравнивания подола куклы (рис. 3).

Рис. 3. Приспособление «коза» для поделок из соломы

Для плетения из соломы необходимы такие инструменты, как:

– ножницы разных размеров, шило;

– линейка;

– бечевка и льняные нитки для сшивания плетенки;

– большая штопальная игла;

– мешочная игла.
При спиральном плетении вместо иглы с бечевкой удобней будет воспользоваться челноком.

Подбор сюжетов

Подбор сюжетов – это не менее важная задача для начинающих мастеров. Тому, кто задумал создание своей первой аппликации из соломы,3 легче всего черпать вдохновение из детских книжек-раскрасок. Тематика картины из соломки может быть разнообразной. Но из этого материала лучше всего выходят изображения кораблей, лодок, замков, домов и различных архитектурных ансамблей, пейзажи, цветы и птицы. Намного сложнее выполнить из соломки фигуры животных и людей. Предпочтительнее использовать в первых работах рисунки с крупными и четко очерченными деталями. Не следует использовать рисунки с переходными тенями или с мелкими деталями. В ряде случаев передача таких деталей с использованием соломы происходит с большим искажением.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Работа над аппликацией

В технике аппликации из соломы можно создавать картины, панно, рамки, шкатулки, орнаментальные полоски-закладки для книг, поздравительные открытки и еще множество самых разнообразных изделий. С давних времен народные умельцы создавали удивительной красоты настенные панно из соломы с применением техники аппликации. Панно, декорированные аппликацией из соломки, могут отличаться значительными размерами, техникой и стилем исполнения. Предметы, украшенные аппликацией из соломы, превосходно вписываются в современные интерьеры домов и квартир. Декорированные соломой сувениры – это красивый приятный подарок на любой праздник или торжественное событие. Вместе с тем, создание аппликации из соломы представляет собой занятие, которое позволяет выработать терпение, точность и аккуратность, жесткую технологическую последовательность выполнения работ.

Картины и панно можно создавать из аккуратно срезанной ячменной, овсяной, пшеничной и ржаной соломы. Каждый из видов обладает своими особенностями. Овсяная соломка самая нежная, эластичная, ее поверхность отличается наиболее ярким блеском. Ячменная и пшеничная соломка несколько грубее. Ржаной соломке часто не достает хорошего блеска.

Важно, чтобы соломка любого вида не была мятая или почерневшая. Чернота соломки при обработке (кипячении) проявляется еще сильнее, тогда ее нужно отбеливать. Соломина любого злака состоит из узлов и междоузлий (рис. 4). Прикрытые листьями междоузлия имеют самый сильный блеск. Такими чаще всего бывают средние междоузлия.

Рис. 4. Строение соломины: а) узлы; б) междоузлия

В работе над картиной при изготовлении ее разных деталей используют различную соломку. Но, вне зависимости от вида, соломку для изготовления плоских изделий нужно обязательно разрезать и прогладить утюгом, чтобы она стала плоской и ровной. К тому же разрезанная вдоль соломка будет шире. Сначала соломинки надо гладить с внутренней стороны. При разглаживании следует придавить носиком утюга конец расправленной соломины и сразу вести по ней утюгом, не задерживая движение. В случае приостановки соломинка может прилипнуть к утюгу. Тогда будет очень трудно ее оторвать, и даже если удастся это сделать, то в руках останется сморщенная непригодная соломина – материал на выброс.

...

При умелом применении каждая технология, каждый вид художественной обработки соломки подчеркивают ее естественную красоту.

Эту работу желательно выполнять вдвоем с помощником: один человек разрезает соломины и подкладывает их под утюг, а второй проглаживает. Тогда работа движется намного быстрее, так можно разглаживать до 8 соломинок одновременно, постепенно подкладывая их под утюг. Соломины нужно проглаживать с внутренней стороны до тех пор, пока они не станут почти сухими. Затем их можно досушить, проглаживая с лицевой стороны (рис. 5).

Рис. 5. Разглаживание соломин утюгом

Разглаженные соломинки лучше всего хранить на картонных пластинках, специально приспособленных для этой цели. Такие пластинки можно сделать из прямоугольного куска твердого картона. Для хранения коротких соломинок следует приклеить целлофан или полиэтиленовую пленку вдоль его длинной стороны так, чтобы она доходила до середины картона. Затем вдоль картона опять-таки посередине натянуть узкую резинку.

Для хранения длинных соломинок нужно приклеить пленку или целлофан поперек картона – параллельно его узкой стороне, от низа до середины. Также поперек картона надо протянуть резинку. Для длинных соломок лучше протянуть не одну, а 2–3 резинки. Разглаженные соломинки нужно просунуть под пленку. Будет намного удобней работать над картиной, если для каждого тона соломки приготовить по отдельной картонке.

В некоторых случаях для аппликации применяют соломенные ленты из неразрезанных соломин. Обычно их проглаживают горячим утюгом через бумагу. В результате выходят узкие плотные соломенные ленты, из которых получается выпуклая, рельефная аппликация.

Удобней всего проглаживать соломку на асбестовой пластинке – тогда и соломка прогладится нормально, и гладильная доска не пострадает. Особенно это важно, когда хочется несколько затемнить тон соломки, для чего ее нужно гладить перегретым утюгом. Тонируя соломку путем глажения, надо провести по ней утюгом и посмотреть, что получилось. Если соломка еще светлая, то можно повторять проглаживание до тех пор, пока она не приобретет нужный цвет. Но следует помнить, что доведенные почти до черноты соломины сохраняют свой блеск, но становятся очень хрупкими.

Иногда при проглаживании соломинок чересчур перегретым утюгом подгорают их выступающие части, самые «горбинки» ребристой поверхности. Вдавленные же части соломины остаются светлыми, получается эффект полосатости. Не следует выбрасывать такие полосатые соломки, они также могут пригодиться при создании изображения.

Нижние междоузлия обладают своим достоинством: оно состоит в большей ширине по сравнению с верхней частью. Соломка нижних междоузлий дает самые широкие полоски, что имеет большую ценность при настилании больших поверхностей картины. Застеленная широкой соломиной деталь получается однотонной, цельной, она хорошо смотрится. При настилании широких деталей узкими однотонными соломинами порой очень трудно подобрать их так, чтобы не бросалась в глаза линия стыка.

Но толстая и грубая нижняя часть соломины иногда надкалывается на отдельные полоски в момент разглаживания. Раскол может быть столь силен, что продольные полоски и вовсе могут оторваться друг от друга. С лицевой стороны такая соломина приобретает рубчатый вид. Тем самым она становится незаменимым материалом для изображения бревенчатых стен, настилов деревянного моста, плотов на воде, тесовых крыш и других подобных элементов. Эти детали приобретают большую выразительность за счет ребристости соломки. Далеко не всегда удается отрезать ровную полоску. Однако грубая нижняя часть соломки при растрескивании сама дает идеально ровные, очень тонкие полоски.

Из средних междоузлий выходит более эластичная соломка, которая редко растрескивается. Она подходит для больших деталей, нуждающихся в однородном материале для настила.

Своими достоинствами обладает очень нежная соломка верхних междоузлий, которая не раскалывается и не ломается. Она служит отличным материалом, когда нужно вырезать с большой точностью ломаные и овальные линии: мелкие детали пейзажа, профиль лица, пальцы рук. К тому же верхние междоузлия имеют наибольшую длину, что очень удобно, если нужно застилать обширные участки картины длинными однородными соломинками.

Иногда удается запасти ленточки из так называемой «шелковой» соломы, они после разглаживания существенно отличаются от соломы других видов. Эта очень мягкая и эластичная солома окрашена в светло-желтый, почти белый цвет. «Шелковая» солома в особенности ценна тем, что она не колется на продольные волокна и легко скручивается спиралью. Такие ленты хороши для вырезания любых геометрических форм орнамента для оклейки. Элементы из них удобно и легко клеить на материю при выполнении аппликации с достаточно сложными формами.

Иногда в посевах пшеницы среди беловатых и желтоватых соломин можно найти соломинки фиолетового тона. Изредка в посевах ржи встречаются соломины голубого, серовато-голубого или сиреневатого тона. Такие редкие соломины нельзя кипятить – они просто выцветут. Их нужно быстро обмакнуть в горячую воду, вынуть, немного подержать, чтобы отмякли, затем разрезать и прогладить.

Иногда для создания некоторых картин требуется соломка зеленого цвета. Собранная до созревания мягкая соломка меньше блестит. После обычной обработки она приобретает густо-зеленые и зелено-голубоватые тона. Однако зеленая соломка постепенно (уже в картине) теряет цвет, линяет.

Для закрепления зеленого цвета можно очистить от листьев только что срезанную соломку, вырезать узлы. Междоузлия поместить в морозильную камеру холодильника примерно на час. Затем вынуть солому, дать ей оттаять, после чего прогладить.

Подготовка фона картины

Немаловажно правильно подготовить материал для фона, на котором будет наклеена картина-панно из соломы. Если предполагается использовать в качестве материала для фона прессованный картон оргалит, то его шероховатую сторону следует покрыть тушью, желательно два или даже три раза. Это даст ровный по окраске фон густо-черного цвета. Рисунок из соломки на таком фоне выглядит очень эффектно. Долго стоявшую перед использованием тушь нужно тщательно взболтать во флаконе, чтобы придать ей ровную консистенцию. Отстой туши, нанесенный на поверхность картона, дает блестящие мазки, отливающие сероватым цветом. Они создают впечатление грязи и портят фон.
Пресс-картон, фанеру, лист ДСП или ДВП, другой подобный материал можно также покрыть черной или другой темной краской в аэрозольной упаковке.

...

Приобретенную хрупкость сильно затемненной соломки нужно учитывать при вырезании деталей из нее. Соломинка может расслоиться, поэтому следует проявить осторожность.

Если предполагается использовать в качестве фона панно или картины ткань темного цвета, то нужно натянуть ее на плотный картон или лист ДСП при помощи мебельного степлера и скоб. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться обычным канцелярским степлером.

Технология выполнения аппликации из соломы

Аппликация из соломы бывает нескольких видов: предметная, сюжетная и декоративная. Техника выполнения картин из соломки методом аппликации достаточно проста. Для начала работы над ней нужно составить эскиз в натуральную величину, сообразно с размером будущей аппликации. Размеры эскиза должны соответствовать размерам картона или другого материала, подобранного для фона картины-панно. На всех деталях изображения нужно нанести линии, показывающие то направление, в котором будут наклеиваться на них соломенные ленты.

После этого перевести эскиз на кальку, а затем отдельные детали рисунка перевести на тонкую бумагу. Эскиз лучше не разрезать, как рекомендуют некоторые мастера, а оставить его для контроля при сборке полного изображения. В особенности важно перевести отдельно на бумагу каждую деталь, если у них различное направление соломинок, или если они выполняются из соломки разных тонов. Детали лучше размещать на бумаге просторно, чтобы они не сливались одна с другой. К тому же их будет удобнее вырезать после наклеивания соломки. Если же в картинке много одинаковых деталей, следует пронумеровать каждую из них. В дальнейшем нумерация деталей очень хорошо помогает при компоновке полного узора.

Для перевода деталей рисунка положить на стол лист копировальной бумаги черной стороной кверху. Затем на него положить лист белой писчей бумаги, на белый лист уложить второй лист копировальной бумаги, но черной стороной вниз. Надежно скрепить все три листка.

Уложив на эти три листка рисунок и начав его переводить, можно получить изображение на обеих сторонах белого листа. Каждую деталь нужно пронумеровать и перевести номер на бумагу. Переведенный номер детали с одной стороны листа выглядит правильно, поэтому эта сторона будет лицевой. На другой стороне номер проявится в зеркальном отображении – эта сторона станет изнаночной. Нумерация деталей служит надежной помощью при компоновке деталей.

При переводе рисунка нужно позаботиться, чтобы каждая деталь имела хорошо очерченную границу на обеих сторонах листа. Это важно, поскольку с одной стороны на бумагу надо клеить соломку в пределах линий, ограничивающих каждую деталь, по линиям же на другой стороне бумаги можно точно вырезать детали картины. При наклеивании соломки на вырезанные детали картины нужно подбирать направление соломки, затем обрезать края соломки точно по контуру детали. Составив из готовых деталей картинку, наклеить их на заранее подготовленный фон. При изготовлении аппликации соломины, ранее заготовленные по цвету и размеру, можно сразу приклеивать на фон по определенному рисунку.

Виды расположения соломки

Долевое направление применяют при изготовлении листиков, лепестков цветов, плодов, водорослей, туловища и других подобных деталей.

«Елочки» – это расположение используют при изготовлении листьев, лепестков цветов, оперения птиц. Для того чтобы изготовить деталь в технике «елочка», ее нужно разделить на две части, каждую часть детали оклеить отдельно по диагонали.

«Веер» – это самый трудоемкий способ расположения соломки, который применяют для изготовления круглых листьев и цветов. Сначала соломенные пластины нужно разрезать по диагонали, затем наклеить на заготовленные шаблоны. Концы соломки, выступающие за край детали, аккуратно подрезать ножницами.

Проще всего выклеить на отдельных листах детали, очень аккуратно их обрезать, наклеить на фон и высушить под грузом. Можно изготовить различные по величине квадраты, наклеить их на контрастный фон и получить оригинальные орнаменты.

Соломенное полотно удобно применять в аппликации аналогично цветной бумаге. Для изготовления такого полотна следует подобрать ровные ленты близкой длины и достаточной ширины, наклеить их на тонкую бумагу, плотно прижимая одну к другой. Соломины надо подогнать одну к другой так плотно, чтобы между ними не просвечивалась бумага. Таких заготовок необходимо сделать столько, сколько оттенков может понадобиться для того или другого вида работы. Заготовки нужно сушить под прессом, а после полного высыхания клея из полотна можно вырезать острыми ножницами изображения и детали произвольной формы и разного размера, прорисовывая их с обратной (бумажной) стороны.

Если предполагается создание произвольной композиции, то ее составные части можно вырезать примерно, на глаз. Если в будущей композиции необходимо точное совмещение деталей, то следует заранее сделать на кальке карандашный рисунок и перенести его зеркально на обратную сторону соломенного полотна (рис. 6).

Рис. 6. Наклеивание соломенных лент на бумагу

Вырезая из соломенного полотна составные части композиции, следует учитывать наличие четко выраженной фактуры соломки с ясно различимым направлением волокон. Детали можно вырезать с вертикальным, горизонтальным или диагональным расположением волокон, это будет придавать изображению особую выразительность. При грамотном сочетании всех трех направлений можно достичь эффекта объемности. Для наклеивания соломки лучше всего брать такую бумагу, на которой легко растекаются чернила, типа курительной. Бумага такого качества быстро набухает от клея, к ней отлично прилипает соломка. В дальнейшем готовая деталь на ней хорошо липнет к материалу, выбранному в качестве фона картины. Соломинки можно клеить канцелярским (казеиновым, декстриновым или иным) клеем.

...

Не следует огорчаться, если при проглаживании и распрямлении соломина распадается на отдельные узкие продольные полосы. Это прекрасный материал для изображения перил мостов и лестниц, заборов, кровельных коньков, для изображения границы воды и горизонта, волн и ряби на воде.

При создании художественной аппликации нужно придать отдельным деталям иллюзию выпуклости, что создаст эффект натуральности, живости изображения цветка, лепестка или другого элемента. Этого можно достичь путем затемнения определенной части детали, к примеру, для иллюзии выпуклости цветка можно затемнить основание каждого лепестка, оставляя его края более светлыми. Для этого нужно в одну пластинку собрать соломинки различных оттенков, добиваясь плавного перехода цветов. Затем вырезать из нее лепесток цветка так, чтобы его основание располагалось в нижней темной части пластинки, а верхушка – в светлой (рис. 7).

Рис. 7. Изготовление лепестков из соломенных ленточек разных оттенков

Можно создать плавный переход цветов путем обработки горячим утюгом предварительно наклеенных на бумагу и вырезанных деталей из соломки. Для этого нужно к нижнему краю одноцветного лепестка приложить горячий утюг и подождать, пока соломка не изменит свой цвет под воздействием тепла. Это очень удобный способ изменения цвета соломки, но он требует большой осторожности при выполнении. От тепла может пострадать слой клея, связывающий соломку и бумагу. Все тени и линии наносятся до приклейки вырезанных деталей на основной фон.

Как правило, при наборе соломенного полотна или оклеивании отдельных бумажных деталей соломинки кладут оборотной стороной вниз и лицевой, блестящей стороной вверх. В некоторых случаях попадаются соломины, чья изнаночная сторона красивее лицевой. Она может быть темно-фиолетового цвета, или серо-зеленая с перламутровым отливом, или ржаво-красной окраски с глубоким перламутровым блеском. Такую соломку можно использовать для создания оперения птиц или других эффектных акцентов. Соломку с интересной обратной стороной нужно подработать перед наклеиванием, соскоблив блестящий слой покрытия с лицевой стороны. Иначе такая соломинка обязательно отклеится и отпадет, возможно, это произойдет не сразу, а позднее.

Клей на соломинки лучше всего наносить тонкой кисточкой, тонкой палочкой или деревянной зубочисткой. Кстати, палочкой или зубочисткой удобно снимать избыток клея с соломинки. Когда на соломинку нанесено слишком много клея, он обязательно выступит за края при наклеивании на бумагу и расплывется по поверхности соломенного полотна или детали. Из-за этого соломка утратит свой блеск, а вся деталь будет выглядеть неряшливо. Конечно, растекшийся клей можно быстро убрать влажной салфеткой, но лучше не допускать подобных казусов, сразу нанося его тонким слоем.

Иногда заклеиваемая деталь слишком большая, сложная или длинная. Бывает, что она начинает сильно скручиваться прямо под руками, в процессе работы. Если попробовать просто распрямить ее, она может или помяться в каких-то местах, или потрескаться. Во избежание неприятностей скручивающуюся деталь нужно сбрызнуть водой.

Бумажные детали, оклеенные соломкой, нельзя вырезать сразу. При вырезывании деталей мокрая соломка и мокрая от клея бумага моментально прилипнут к ножницам. Поэтому их прежде надо подсушить под прессом с небольшим весом. Для этого заклеенные соломкой детали уложить под толстую книгу или стекло, лучше всего использовать оргстекло, поскольку оно не бьется. Кстати, под стеклом хорошо видно, какие детали уже подсохли. После того как клей полностью высохнет, перевернуть соломенные наклейки и вырезать детали по контуру со стороны бумаги. Теперь из готовых частей нужно составить на фоне-основе полное изображение и приклеить их. Когда все детали правильно переведены с основного рисунка и точно вырезаны по линиям, то сложить из них рисунок несложно. Надо лишь сверять детали с основным рисунком, учитывая, что все номера, обозначающие детали, отображены зеркально с изнаночной стороны. Если некоторый элемент рисунка состоит из мелких деталей, то прежде чем наклеивать их на выбранный под фон материал, нужно еще раз наклеить такие детали на белую бумагу, собирая воедино. При наклеивании мелких деталей прямо на фон картина может получиться неопрятной. Собрав все детали, следует разместить их на фоне, тщательно проверить правильность расположения, и только после этого приклеивать. Завершив наклеивание всех деталей, вторично высушить работу под небольшим прессом. Желательно держать работу под прессом до высыхания клея. В завершение можно покрыть готовую аппликацию бесцветным мебельным лаком. Готовую картину желательно заключить под стекло и оформить в красивую раму. Таков общий принцип изготовления аппликаций из соломки, но в каждом деле есть свои тонкости.

Контурный метод аппликации

Создавая панно из соломки, можно применить и контурный метод – наклеивать соломку только на контур рисунка. Здесь нет особой необходимости применять прозрачную бумагу. Если материал, выбранный для фона картины, позволяет, то можно перевести рисунок непосредственно на него – это облегчит компоновку. Изделие значительно выигрывает в зрелищности, если взять общий фон и фон внутри контура разного цвета. К примеру, контур дерева, или птицы в небе, или цветка ромашки.
Для того чтобы делать аппликацию непосредственно на контурном рисунке или карандашном наброске, нужно обладать некоторым мастерством. В таком случае следует вырезать бумажные детали, затем нанести на них клей и наклеивать соломинку за соломинкой, соблюдая указанное в рисунке направление. На бумажные детали рисунка наклеивать уже подобранную по тону соломку. Для придания деталям желаемой формы соломенные ленты нужно выравнивать по длине при наклеивании, точно подгонять края соломинок друг к другу, соблюдая направление. В том случае, когда должна быть использована соломка с оттенками, то следует учитывать в работе как направление волокон, так и оттенки. Соломку надо наклеивать аккуратно, тщательно прикладывая одну часть к другой так, чтобы не оставалось просветов, если этого требует характер изображения. При этом нужно немного выступать за края детали. В других случаях соломка только очерчивает контур рисунка или его характерные детали.

...

Предпочтительнее брать солому с поля сразу же после созревания, когда стебли злаков не помялись и не вымокли под дождем. Лежалая в стогах солома делается ломкой, покрывается грязно-серыми и зелеными пятнами и становится непригодной для картин.

В случае правильно выбранного направления соломинок картина приобретает большую выразительность. В процессе работы, приклеив соломку согласно выбранным направлениям, надо хорошо прижать соломинки к бумаге (рис. 8).

Рис. 8. Контурный метод аппликации

Объемная аппликация

Для создания объемной аппликации стебли оставляют трубчатыми. В объемной аппликации также хороши и соломенные ленты, которые можно немного закрутить на концах, прогладив ножницами или оттянув карандашом.

Иногда, для того чтобы красиво приподнять вверх кончик листа или лепестка, его надо придавить горячим утюгом с лицевой стороны и потянуть вверх за свободную часть, вытаскивая кончик из-под утюга. При изготовлении объемных деталей их края следует загибать несильно нагретым паяльником. Эту работу правильнее выполнять не на весу, а класть деталь на тряпочку.

Такие детали нужно клеить к фону картины при помощи клеевого пистолета. В некоторых случаях выпуклые детали нужно приклеивать на бумажные цилиндрики (рис. 9).

Рис. 9. Объемная аппликация

Технология спирального плетения

Техника плетения из соломки сходна со способами плетения из любых других материалов. Соломенные ленты или уже готовые формы изготовляют посредством соединения и переплетения соломин. Затем из полуфабрикатов – жгутов и плетенок – можно создать изделия любой сложности. В зависимости от применения заготовок материала и способов их соединения, различают множество различных видов плетения соломки. Технология спирального плетения, или скручивание – это один из видов плетения из соломки, бывший в недавнем прошлом одним из самых распространенных. С помощью спирального плетения производили предметы домашнего обихода, различную утварь – корзины, короба, миски. Выполненные в технике спирального плетения, емкости могли иметь самые разнообразные размеры и формы, и находили широкое применение в крестьянском хозяйстве. В ходе плетения изделий происходит процесс формирования объема изготавливаемого предмета.

Этот способ плетения позволяет создавать круги различного диаметра, что удобно для изготовления всевозможных ковриков или подставок под посуду. Плетение по спирали позволяет при необходимости увеличивать каждый последующий виток для расширения диаметра изделия, что, в свою очередь, позволяет наращивать объем и высоту изделия. Наоборот, при уменьшении последующих витков диаметр изделия будет сужаться. Таким образом, получают изделия разной формы. Применение этих приемов спирального плетения дает возможность плести корзины, чаши, блюда и многие другие предметы округлой, цилиндрической или шарообразной формы на круглом или овальном основании.

Основой для спирального плетения служит соломенный жгут, сложенный из нескольких тонких соломинок. В начале плетения из увлажненной соломы нужно сформировать пучок необходимой толщины.

Конец пучка обкрутить бечевкой, лентой или ниткой, загнуть на 1–2 см и стянуть его с пучком, свернув в плотное колечко. Далее стянуть конец с пучком второй раз – это будет первый виток спирали (рис. 10).

Рис. 10. Техника спирального плетения

Далее колечко еще не менее трех раз обкрутить бечевкой или нитками, постепенно скручивая вокруг него оставшуюся часть соломенного жгута и выкладывая из него второй виток. В ходе плетения нужно укладывать жгут по спирали, одновременно скрепляя витки между собой, перетягивая иглу с ниткой через перетяжку первого ряда. В ходе дальнейшей работы нитку следует протягивать через все перетяжки первого витка, таким способом наружный виток спирали скрепляют с внутренним витком. При последующем обматывании иголку с бечевкой после каждого оборота надо проводить под очередной виток бечевки, расположенный на предыдущей спирали. Для получения плотного плетения сильно натягивать нитку при каждой перетяжке, обращая внимание на то, чтобы она плотно обвивала жгут.

Скручивание все время следует вести в одном направлении, наращивая соломенный жгут. Для этого в него по мере надобности добавлять пучки соломы, укладывать жгут по спирали, последовательно перетягивая витки.

Толщина жгута зависит от размеров создаваемого изделия. Постоянную толщину жгута желательно контролировать с помощью какой-нибудь трубки. Обычно для плетения больших предметов приходится использовать длинные целые стебли соломки. Для небольших по размеру предметов можно употребит запасенную и отсортированную соломку без коленец. По завершении работы остаток жгута подрезать так, чтобы он плавно подходил к тонкому концу, после чего обмотать его бечевкой.
Чаще всего для соединения жгутов между собой используют льняные нитки, вдевая их в толстую иглу с большим ушком. Однако при таком способе плетения можно воспользоваться вместо бечевки лентами лозы, корня, лыка, бересты. Они имеют достаточно привлекательный вид, изделие с ними выглядит эффектнее.

Технология прямого плетения

Прямое шахматное плетение – это самый простой способ изготовления салфетки, или декоративного панно, или детали для более сложного, объемного плетения. Для этого вида плетения используют предварительно сплющенные в ленту соломины. Толстую увлажненную соломину нужно разглаживать на доске вдоль стебля тупым концом ножа сначала с изнаночной стороны, затем с глянцевой стороны до тех пор, пока соломина не превратится в прямую ленту. Можно использовать толстые соломины, проглаженные не очень нагретым утюгом.

Нужное количество соломенных лент, соответствующее размерам определенного изделия, следует уложить в вертикальной плоскости параллельно друг другу. Концы этих лент лучше всего приклеить или зажать. Вертикальные соломины можно обозначить цифрами: 1, 2, 3, 4 и продолжить так до правого края полотна, а горизонтальные – буквами: а, б, в, продолжая так до низа.

...

Иногда можно отбелить соломины многократным кипячением – до 7–8 раз, каждый раз заливая материал новой порцией чистого кипятка. Если же после этого цвет соломин будет недостаточно белым, то в последнюю воду нужно добавить на 1 л кипятка 1 ч. л. уксуса.

Затем приподнимать через одну четные соломины и укладывать под них первую горизонтальную соломину перпендикулярно по отношению к нечетным соломинам. Горизонтальную соломину вплетать в вертикальные соломины, протягивая ее следующим образом: сначала протянуть ее под соломиной 1, затем уложить ее на соломину 2 и снова протянуть под соломиной 3. Продолжить вплетение горизонтальной соломенной ленты до правого конца ряда, пока не закончатся соломины, чередованием протягивая под одной и накладывая на следующую вертикальную ленту. Следующим проходом приподнимать нечетные вертикальные соломины, и тем же способом уложить под них вторую горизонтальную соломину, но начинать нужно с накладывания ее на вертикаль. Далее чередовать эти два хода до самого низа соломенного полотна (рис. 11).

Рис. 11. Прямое шахматное плетение: а) готовый вид; б) схема плетения

Соломины нужно плотно подгонять одну к другой, чтобы в плетении не возникало просветов. Эту плетенку следует сушить для ее выравнивания только под прессом.

Используя этот прием, можно сделать диагональное плетение, называемое «паркет». Для получения этого рисунка надо изменить порядок плетения – горизонтальные соломины переплетать не через одну, а через две вертикальные ленты. При этом в каждом ряду сдвигать плетение на одну соломину вправо или влево.

Технология прямого и диагонального плетения во многом схожа с технологией изготовления полотна, недаром такие плетенки напоминают по рисунку тканое полотно. Обычно это плетение используют для изготовления салфеток, некоторых фрагментов аппликаций, в качестве фона панно и в других подобных изделиях.

Плетение плоских косичек

Помимо простейших видов плетения, таких, как шахматное или паркетное, можно изготавливать плоские плетенки из нескольких концов. По типу плетения выделяют «елочки» и «рогожки», а также «зубатки» с характерным зубчатым краем. Переплетая соломку в виде плоских косичек, можно получить красивые и прочные ленты. Впоследствии из них изготавливают различные предметы: панно, настенные коврики, корзинки, чемоданы, сумки или шляпы.

К тому же эти ленты подходят и для создания соломенной скульптуры. Соломенные ленты плетут вручную из цельной круглой соломы первого и второго сорта. Упрощенные ленты можно плести из двух, трех, четырех, пяти, шести, семи и одиннадцати соломинок.

Ради получения четкого и красивого рисунка при плоском плетении необходимо соблюдать определенные правила:

– выбирать соломины с одинаковой толщиной по всей длине стебля, предпочтительнее из его средней части;

– перед началом плетения длинной ленты складывать соломины разными концами – одни стебли толстыми, а другие – тонкими концами. Тогда для получения равномерной плетенки не придется наращивать толстые соломины тонкими и наоборот;

– соломину наращивать только после того, как будет заплетен предыдущий стык;

– загибы краевых соломин следует четко фиксировать под нужным углом и проглаживать их большим пальцем правой руки;

– плести ленту плотно, поскольку плетение ослабевает при высыхании соломы;

– законченную плетенку прокатать деревянной скалкой еще до ее высыхания, чтобы она была ровной и плотной.

Иногда при плетении лент не хватает длины соломины, тогда ее необходимо нарастить. Для того чтобы было проще выполнять эту операцию, нужно заранее рассчитать так, чтобы концы соломинок были различной длины. Тогда наращивание концов плетения разных соломинок будет происходить не одновременно и не в одном месте, а в разных. Благодаря этому ходу прочность плетения в месте стыка существенно не уменьшится. Соломинки можно удлинить несколькими способами.

Во-первых, приплетаемую вновь соломину нужно просто вложить в срез соломины, которая закончилась во время плетения. При таком способе некоторое время вместе с новой соломиной переплетают и старый конец, повышая прочность соединения. Само место стыка следует прижать другими соломинками плетения.

Во-вторых, можно надеть новую соломинку на предшественницу, расщепив стебель закончившейся соломины другой соломиной. Соответственно, диаметр одной из них должен быть меньше диаметра другой. Концы соломин должны заходить один на другой не менее чем на 2 см, дальше нужно заплетать соломины вместе.

Перед плетением надо размочить солому в холодной воде. Во время работы иногда смачивать в тазике с водой пальцы, поскольку солома легко выскальзывает из сухих пальцев. При плетении фигурных лент с зубчиками «четверки» и «елочки», или широких полос лент из 7 и 11 концов, желательно протирать пальцы кусочком сала. Смазанные салом пальцы быстрее работают, плавно скользят по соломе и не болят на сгибах от трения. Смазка позволяет прочнее выполнять утяжку плетения всех сторон.

Лента «двойка»
Две длинные соломины сплющить, уложить друг на друга под углом 90° и завязать ниткой. В самом начале плетения линию сгиба чуть сместить в одну сторону, тогда одна сторона станет длиннее другой и наращивать соломины будет удобнее. Загнуть нижнюю соломинку поверх лежащей, чтобы она стала верхней. Далее загнуть на нее соломинку, находящуюся внизу. При укладке соломинок нужно плотно прижимать их одну к другой (рис. 12).

Рис. 12. Плетеная косичка из двух соломин

Во время работы правой рукой нужно загибать соломинки наверх, придерживая левой рукой формирующуюся гармошку и поворачивая очередную соломинку. При плетении двойки все повороты производить, направляясь против часовой стрелки. Оканчивающуюся соломинку удлинять накладыванием поверх нее новой соломинки.

...

Плетежки из отдельных соломин удобней плести по направлению «от себя», удерживая на коленях выплетенную часть. Толстые плетежки из пучков соломы удобней плести «к себе», прикрепив ее начало к какому-либо устойчивому предмету.

Завершив плетение, нужно, как и в начале, завязать кончики плетения ниткой и немного растянуть сплетенное изделие как гармошку – тогда получится плетенка, похожая на спираль. Упругая и равномерная плетенка «двойка» должна иметь в сечении треугольник. Сплетенную «двойкой» ленту используют для отделки других изделий, а также в качестве отделочного шнура при окантовке корзиночек, сумочек и т. п.

Тройная косичка

Ширина ленты определяется толщиной взятых соломинок. Тройную косичку из соломы плетут так же, как обычную косу, попеременно перехлестывая среднюю соломину соломинами, расположенными по краям. При переплетении крайних соломин нужно четко соблюдать прямой угол. Плести надо от себя, перебирая соломины большими и указательными пальцами, иногда помогая себе средними пальцами. При каждом повороте соломины загиб нужно завершать плотным прижиманием, чтобы круглая соломина сплющивалась (рис. 13).

Рис. 13. Косичка, сплетенная из трех соломин

Во время работы следует равномерно утягивать заплетающиеся концы с обеих сторон, не надвигая соломинки одна на другую и не оставляя между ними просветов. Периодически в ходе работы ленту нужно наматывать на дощечку или кусок картона в виде восьмерки, завязывая тесьмой, чтобы плетешок не путался и не ломался. Удлинение соломинок выполнять путем накладывания с небольшим заходом новой соломинки той же толщины поверх оканчивающейся.

Завершив плетение, подрезать ножницами лишние концы, торчащие во все стороны. Затем, смочив в воде сплетенную ленту, прогладить ее горячим утюгом. После глажения солома вернет утраченный от размачивания блеск, а лента спрессуется, став плоской и ровной.

Четвертная косичка
Четвертную косичку нужно плести так же, как и тройную, используя в плетении четыре свободных конца, которые образуются из двух перегнутых соломин. Для плетения нужно взять четыре соломинки, вдвинуть по две друг в друга для удлинения и складывать их крест-накрест. Вторую соломину перегнуть за четвертую, уложив ее параллельно третьей. Перегнув от себя четвертую соломину, пропустить ее под вторую, уложить поверх третьей соломины параллельно первой. Затем первую соломину уложить поверх четвертой, направляя ее параллельно третьей и второй. Перегнув от себя вторую соломину, пропустить ее под третью и уложить поверх первой и четвертой. По такому принципу продолжать плетение дальше, не забывая, что крайнюю правую соломину всегда нужно перегибать от себя, а крайнюю левую – к себе. Во время работы места сгибов плотно сжимать большим и указательным пальцами левой руки, при этом продолжая плетение обеими руками поочередно: левую боковую соломинку загибать назад левой рукой и переплетать с соседней соломинкой в середине плетения. Правую соломину загибать на себя правой рукой под углом и также переплетать в середине. Эти переплеты фиксируют положение плетенки и формируют среднюю часть ленты в шахматном порядке (рис. 14).

Рис. 14. Схема плетения ленты из четырех соломин с двумя осевыми

Такая коса имеет вид ленты, она легко растягивается и сгибается. Лента, сплетенная из четырех концов, самая распространенная, ее используют для сшивания шляп и корзинок.

Так и ведется плетение все время попеременным загибанием назад левой стороны, а правой – наверх. При плетении нужно следить за равномерной утяжкой соломинок, правильно сгибать их под углом на краях, расплющивая соломинку пальцами на сгибах, и не допускать просветов между ними. Лишние кончики соломы по окончании обрезать.

Четвертная «зубатка»

Очень распространенная декоративная плетенка получила свое название из-за зубчатых краев, отличается простотой изготовления, красотой и прочностью, слабой способностью к растяжению. Она широко применяется для сшивания шляп, сумок и краевого оформления гладких изделий.

Технология ее плетения близка к технике плетения четвертной косички, разница состоит в том, что здесь поочередно заплетаются две правые соломины, а потом – две левые. Две соломинки, вставленные друг в друга, нужно сложить и загнуть так же, как и в предыдущей плетенке из четырех концов.

Перегнув к себе первую соломину, уложив ее поверх четвертой и третьей, подвести под вторую соломину. Затем четвертую соломину уложить под третью, но поверх второй и параллельно первой. Следом третью соломину заплести от себя за четвертую, пропустив ее под вторую и четвертую соломины, но уложив поверх первой. В результате этих действий сформируется первый левый зубец плетенки.
Для формирования правого зубца перегнуть третью соломину через первую, уложив ее поверх четвертой и параллельно второй соломине. Следом за этим перегнуть первую соломину от себя за третью, пропустив под четвертую и третью, и уложить поверх второй соломины. Так выйдет второй зубец.

...

Панно с различными узорами из соломы явились продолжением традиции изготовления настенных ковров из ткани, украшенных аппликацией, которые еще в середине XIX в. украшали жилища в селах Белоруссии, России, Польши.

Затем перегнуть от себя первую соломину за вторую, уложить ее поверх третьей соломины параллельно четвертой. Третий зубец сформировать, перегибая вторую соломину от себя за первую, пропустить ее под третью и четвертую соломины, но уложить поверх четвертой (рис. 15).

Рис. 15. Этапы выполнения плетенки «зубатка» из четырех соломин

В принципе, работа несколько усложняется после выполнения первых двух ходов плетения: справа и слева, вперед, на себя. В этой плетенке не будет загибов, она основана на загибании соломин только назад. При правильном исполнении с боков равномерно образуются (то слева, то справа), зубчики, состоящие из двух согнутых под углом соломинок.

Вся последующая работа состоит в формировании зубчиков по бокам и переплетах соломинок в центре. Новички обычно совершают одну и ту же ошибку: они не заканчивают зубчик и преждевременно переходят на другую сторону плетения или не переплетают соломинки между собой в центре. При своевременном устранении ошибки эта работа очень быстро усваивается. Желательно не допускать просветов и кривизны в плетении.

Круглый шнур

Его нужно плести вокруг стержня, который бывает мягким или твердым, в зависимости от предназначения шнура. Для мягкого стержня можно взять толстую соломину и продеть внутрь нее толстую нитку.

Жесткий стержень получают из толстой соломины, продев внутрь нее проволоку. Шнуры с проволочным стержнем подходят для ручек к плетеным сумкам, поскольку легко принимают нужную форму, за выступающие концы проволоки их несложно прикрепить к изделию.

Для шнура надо взять пять длинных и влажных соломинок, привязать их пучком к концу стержня, затем разобрать их вокруг стержня так, чтобы получилась форма четырехугольника. Один конец проволоки, загнув кольцом, прикрепить гвоздем к доске, а второй конец натянуть и закрепить вертикально вверх. Разборку соломинок вокруг стержня сделать так:

– одну из пяти соломинок загнуть поверх соседней соломинки;

– нижнюю соломинку из-под нее загнуть поверх, через одну соломинку.
Это последнее движение повторять со всех сторон, образуя четырехугольник. Оплетать стержень соломинками, плотно и равномерно прижимая к стержню и загибая в нужном направлении. При плетении не рекомендуется сплющивать соломинки, поскольку шнур из трубчатой соломы имеет более аккуратный вид.

Инкрустация соломкой

Инкрустация соломкой – это аппликация из мелких повторяющихся деталей, которые используют в качестве декоративного материала. По всей вероятности, мастера-краснодеревщики первыми попробовали выклеить из кусочков соломы простейший узор, они владели техникой мозаичной отделки древесины – маркетри и интарсии. Сущность маркетри состоит в том, что детали в виде элементов, вырезанных из тонкой стружки, наклеивают на поверхность деревянного изделия. Изредка в музеях можно встретить самые ранние образцы изделий, инкрустированных соломкой, которые относятся к XVIII в.

Современная инкрустация соломкой характерна тем, что отдельные элементы не врезаются в деревянную основу, а только наклеиваются на ее поверхность. Каждый элемент, вырезанный из соломки, поднимается над фоном. Только в некоторых случаях элементы плотно подгоняют друг к другу, обычно же большая часть основы остается открытой и служит фоном. Тогда как в инкрустации (в настоящем понимании этого слова) для каждого соломенного элемента узора нужно было бы вырезать специальное гнездо, в которое его потом вклеивают. Слово «инкрустация» означает вырезывание (от итальянского «инкрустио» – вырезать). Эта техника основана на замечательном свойстве соломки: в зависимости от изменения угла зрения, выклеенный из нее рисунок переливается как перламутровый. Этот эффект объясняется неоднородностью строения ткани соломки. Из-под прозрачной глянцевой пленки на поверхности соломин просвечивают бороздчатые волокна, идущие вдоль ствола. Они отражают световые лучи в зависимости от своего угла наклона по отношению к источнику света. Когда соломина повернута так, что свет скользит вдоль волокон, она кажется темной, словно пригашенной. Когда же свет падает перпендикулярно волокнам, то соломина как бы светится за счет отраженных лучей. Это естественное явление легко смоделировать, располагая пластинки из соломин под разными углами. Для того чтобы отделать инкрустацией небольшое изделие, его нужно оклеить многими десятками или сотнями вырезанных из соломы элементов с различным направлением волокон. И если чуть-чуть повернуть инкрустированный соломкой предмет, то инкрустация замерцает и станет переливаться.

Основным инструментом, применяемым при инкрустировании соломкой, является нож-косяк. Желательно иметь в своем распоряжении несколько ножей с разными углами наклона лезвия, которые можно изготовить из старых скальпелей или же полотен слесарной ножовки. Для рукоятки лучше взять прочную и однородную древесину лиственных пород: березы, бука, груши, яблони. Для клееной рукоятки ножа нужны две дощечки толщиной около 7 мм, с тщательно отшлифованными широкими гранями – они должны плотно прилегать друг к другу.

На шлифованной грани одной или двух дощечек вырезать гнездо по форме ножовочного полотна. При сборке полотно вложить в готовое гнездо, смазать грани столярным или эпоксидным клеем, крепко зажать дощечки в тисках. После высыхания клея дощечки образуют монолитный деревянный блок. Его надо обработать для придания будущей ручке удобной и красивой формы. Ручка должна постепенно сужаться в сторону лезвия, а сверху иметь скошенный торец, который необходим для разглаживания приклеиваемых соломин.

Для нанесения на инкрустируемое изделие различных параллельных линий можно применить рейсмусы заводского или собственного изготовления. Рейсмус – это колодка со сквозными отверстиями, в нее вставлены один или два стержня с вбитыми на концах прочными иголками. Перпендикулярно к стержням должно располагаться отверстие, в него вбивают клин, фиксирующий стержни с иголками в нужном положении.

Соломку расщепляют на полоски одинаковой ширины при помощи специальных резачков, имеющих вид круглой деревянной палочки с двумя тонкими иголками на конце (остриями наружу). Расстояние между иголками должно быть равным ширине соломенных полосок. Необходимо иметь несколько резачков с разным расстоянием между кончиками иголок. Для расщепления соломины одновременно на 2–3 одинаковые полоски нужно применить резачок с 3–4-мя иголками, вбитыми на равном расстоянии друг от друга.

...

Отдельные соломенные ленты хороши для создания некоторых деталей сложных изображений в контурной аппликации: крыш домов, стволов, деревьев, ног и рук человечков. Их можно применять для создания рамочек, букв и небольших текстов.

Одинаковые элементы узора в форме круга, овала или цветка можно вырезать из соломы при помощи специальных пробойников из стальных трубок. Для выталкивания соломенных элементов из пробойников требуется шомпол, сделанный из толстой проволоки с кольцом вместо ручки на конце.

В завершение работы лак или клей на инкрустируемую поверхность наносят с помощью мягкой кисточки, связанной из беличьего волоса с ручкой не более 150 мм (рис. 16).

Рис. 16. Инструменты для выполнения инкрустации: а) ножи; б) рейсмусы; в) резачки; г) пробойники и шомпола; д) мягкая кисточка

Для инкрустации нужна солома из средних и верхних частей стебля без узлов. Для работы готовят солому так: замачивают в теплой воде примерно в течение часа, расщепляют остроконечными ножницами каждую соломину и, развернув, гладят утюгом до тех пор, пока она не скрутится в крупное кольцо. Свернув соломенные кольца в один рулон, их хранят в сухом месте.

...

Из соломенных лент можно делать чудесные хвосты, косы, юбочки и листья для цветов. Такие ленты удобно заплетать, делая косички, закладки, салфетки и коврики.

Перед работой солому нужно лишь слегка увлажнить для восстановления пластичности. Разложив ее на деревянной дощечке лицевой стороной вниз, осторожно срезают ножом-косяком внутренний рыхлый слой – строгают соломку (рис. 17, а). В это время лезвие ножа-косяка должно быть расположено под минимальным углом к поверхности дощечки, к которой прижата соломенная полоска. В это время сама соломка распрямляется, а из-под ножа выходит непрерывная, закручивающаяся в рулончик стружка. Оставшиеся отдельные участки рыхлого слоя нужно соскоблить кончиком ножа-косяка (рис. 17, б). Полоски соломы необходимо скоблить до полупрозрачности – сквозь них должны быть видны буквы в газетном тексте.

При помощи резачков из заготовленного материала нарезать калиброванные полоски, имеющие определенную ширину (рис. 17, в).

Одинаковые элементы будущих узоров отсечь от калиброванных полосок ножом-косяком на деревянной подрезной дощечке или же прямо на инкрустируемой поверхности. При выполнении операции надо прижать левой рукой соломенную полоску к древесной поверхности, а в правой руке одновременно держать нож-косяк и кисть (рис. 17, г).

Рис. 17. Подготовка элементов для инкрустации: а) строгание соломки; б) удаление остатков рыхлого слоя; в) нарезка калиброванных полосок; г) отсекание элементов будущих узоров

Сложные фигуры, имеющие криволинейные контуры, можно вырезать из соломки ножницами или ножом-косяком. Многие виды инкрустации выполняются из геометрических элементов (рис. 18).

Рис. 18. Геометрические элементы для инкрустации

Поскольку хрупкие соломины легко раскалываются и имеют ограниченную ширину, их надо наклеить перед вырезыванием вплотную одна к одной на писчую бумагу. Края каждой соломины обрезать ножом-косяком по металлической линейке (рис. 19, а), на бумагу нанести клей и уложить очень плотно соломенные полоски (рис. 19, б). При наклейке каждую полоску тщательно протереть торцевой частью рукоятки ножа-косяка. Лишний клей, проступивший в зазорах, осторожно удалить сухой тряпкой. Высушить соломенный набор под грузом. Хорошо обрезанные по краям и тщательно состыкованные соломенные полосы сливаются в единую соломенную пленку, на которой можно нарисовать, а потом вырезать ножницами или ножом-косяком практически любую фигуру (рис. 19, в). Мелкие фигурные детали можно вырезать из наклеенной на бумагу соломы при помощи пробойника. Для этой цели подойдут обрезки, оставшиеся от вырезания крупных фигур (рис. 19, д).

Рис. 19. Изготовление сложных элементов для инкрустации: а) обрезка соломин; б) укладка на клей; в) вырезание ножницами или ножом-косяком; г) вырезание фигур при помощи пробойника

Посаженные на бумажную основу вырубки из соломенной пленки не крошатся и не ссыпаются, их следует выбивать из пробойника шомполом через 5–6 ударов. Сеточку, оставшуюся после вырубки, также можно употребить для отделки деревянных изделий.

Деревянные предметы, приготовленные для инкрустирования, надо предварительно окрасить и загрунтовать. Клеевой грунт с добавленным в него красителем одновременно и окрашивает древесину. Сначала следует нанести на поверхность первый слой грунта, просушить его, отшлифовать мелкозернистой шкуркой и нанести второй слой грунтовки. После того как высохнет второй слой, можно приступить к работе по инкрустации.

Место, куда предполагается наклеить элемент соломенной инкрустации, слегка смочить водой при помощи кисти или тампона. Смоченный грунт, содержащий глицерин и мыло, почти мгновенно разбухает и делается липким. Сразу же к нему нужно прижать и разгладить соломенную деталь. Притирку детали удобней всего делать сверху торцом рукоятки ножа-косяка. Спустя некоторое время затвердевший грунт накрепко схватывает посаженную на него соломку.

Помимо клеевого грунта, можно применить лаковую грунтовку. Для этого лучше использовать прозрачный лак, а изделия из дерева предварительно окрасить различными морилками, тушью или красителями. После высыхания красителей на поверхность древесины поочередно нанести два тонких слоя нитроцеллюлозного лака, каждый слой сушить в течение 2–3 ч.
Принцип приклеивания соломинок к основе тот же, что и в инкрустации по клеевому грунту. Но вместо воды для размягчения грунта следует взять разбавитель, в который добавлено немного лака (на 3 части разбавителя 1 часть лака). Участок грунта смочить разбавителем при помощи кисти. Пока он липкий, наложить на него кончик соломенной полоски и отсечь от нее нужный элемент (ромбик, квадратик, треугольник).
Рис. 20. Деревянная поверхность с инкрустацией из соломенных лент

Элемент узора, посаженный на лак, аккуратно разгладить торцом рукоятки ножа-косяка, по возможности плотнее прижимая его к поверхности украшаемого предмета. Таким образом надо наклеить все остальные элементы узора, выдерживая четкость совпадения уголков геометрических соломенных фигурок с предварительно нанесенными вспомогательными линиями (рис. 20).

Соблюдение техники безопасности при работе с соломой

Для работы с соломой понадобятся только хорошо отрегулированные и заточенные ножницы, желательно с тупыми, чуть скругленными концами. Во время перерывов в работе класть ножницы кольцами к себе и не оставлять их раскрытыми. При нарезании соломы нужно четко следить за движением лезвий, чтобы случайно не повредить пальцы.

Во время обработки соломы при помощи утюга рабочее место надо подготовить заранее, убрав с него все лишнее и установив необходимую температуру нагрева платформы утюга. Предварительно проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура, приготовить термостойкую подставку для утюга. При глажении следить за тем, чтобы горячая платформа утюга случайно не коснулась электрического шнура, и самим не касаться руками его горячих металлических частей. Растительный материал лучше не смачивать щедро водой, чтобы пар из-под горячего утюга не обжег руки. Работая с соломой, желательно следить за нормальной работой утюга, не допуская его перегрева. Во время кратковременных перерывов в работе прибор ставить на подставку платформой вниз, включать его в сеть и выключать только сухими руками. Закончив работу, желательно не забывать о том, что утюг нужно отключить, вынимая шнур из розетки только за вилку.

Для нанесения клея предпочтительней использовать тонкую кисточку, не набирая на нее большого количества клея. Иначе он может попасть на поверхность соломенного изделия. Конечно, его можно тут же убрать, используя салфетку или чистую тряпочку, но все-таки нежелательный след может остаться. Закончив работу, нужно тут же закрыть емкость с клеем, чтобы случайно не разлить его на поверхность стола или самого изделия.

МНОГООБРАЗИЕ СОЛОМЕННЫХ ПОДЕЛОК

Картины и панно

Соломка обладает удивительным разнообразием золотистых тонов и оттенков. Она имеет глянцевую поверхность и продольно расположенные волокна, которые максимально отражают свет только в одном положении. Картины и панно из соломки обычно выполняют в технике аппликации. Составленная из форм, расположенных под различными углами по отношению к свету, она передает неповторимую игру золотых оттенков. Для создания картин и панно более всего подходит солома овса, ячменя и пшеницы.

Хотя основой для картины может быть вообще любой материал, но особенно хорошо удаются изображения, для которых в качестве основы использована цветная бархатная бумага или темная однотонная ткань.

Принцип создания картин един, процесс состоит из нескольких этапов:

– выбранный рисунок нужно перевести на кальку и вырезать детали по частям;

– при множестве разнохарактерных деталей их надо пронумеровать;

– нужно заранее выбрать правильное направление расположения соломки, которое определяет блеск рисунка и выразительность готового изделия;

– подобрав соломку по тону, аккуратно наклеить ее на детали рисунка обычным клеем ПВА;

– заклеенные соломкой детали подсушить, прогладить и очень аккуратно вырезать.

...

Профессиональные художники при создании картин из соломы получают основные тона – бежевый, коричневый и черный – путем обжига. Для закрепления естественных тонов соломку иногда подвергают химической обработке.

Когда все детали изображения переведены правильно и вырезаны точно по линиям, нетрудно сложить полный рисунок. Готовые детали нужно разложить на фоне, тщательно проверить правильность расположения всех линий, а затем приступить к поэтапному приклеиванию. Частично приклеенный участок ненадолго придавить грузом, после этого вновь наклеивать детали рисунка и вновь придавить. Полностью готовую работу надо положить под груз до полного высыхания клея. Созданное произведение красиво выглядит в хорошей рамке под стеклом, в таких условиях оно долго сохраняет блеск, яркость и красоту цвета. Можно покрыть готовое панно высококачественным масляным лаком, обеспечивая долговечность картин.

Соломкой можно выложить любые изображения – пейзажи, натюрморты или портреты. Стиль и техника исполнения позволяют приблизить созданные сюжеты к реальной действительности. Всем картинам из соломки присущ необычный эффект визуальной половинчатости объема, придающий изделиям необычайное очарование и привлекательность. Начинающим мастерам лучше всего выбирать для своих первых работ простые, почти детские рисунки, на которых можно постепенно отточить свое мастерство.

Мини-панно «Утенок Тим»

Вам потребуется

Стебли ржи, ячменя или пшеницы, лист ДВП, покрытый черной тушью или краской из баллончика, бумага, калька, пищевой краситель розового и зеленого цвета, клей ПВА для канцелярских работ, карандаш, кисть для клея, ножницы разного размера, острый нож, пинцет, утюг, гладилка из твердых пород дерева, мягкая салфетка, рамка со стеклом.

Ход работы

Это панно следует выполнять в технике аппликации из плоской соломки, которая уже обработана, проглажена и наклеена на тонкую бумагу (кальку).

Часть соломки прокипятить по отдельности в эмалированной посуде вместе с пищевым красителем: отдельно розовый, отдельно зеленый цвет. Окрашенную соломку подсушить и прогладить, затем наклеить на тонкую бумагу, положить под пресс.

На обратной стороне панели со светлой соломой нарисовать туловище утенка так, чтобы соломины располагались по горизонтали. На этой же панели можно поместить рисунок основной части берета и нарисовать маленький кружок для глаза. На обратной стороне другой панели со светлой соломой нарисовать голову утенка так, чтобы соломины располагались по диагонали.

На обратной стороне панели с розовой соломкой нарисовать лапки утенка и детали галстука так, чтобы соломины имели вертикальное направление. На этой же панели нарисовать две детали клюва с наклонным направлением соломин.

На обратной стороне панели с темной соломкой нарисовать крыло утенка и ободок берета так, чтобы соломины имели диагональное направление.

Затем ножницами вырезать из соломенных пластинок все детали рисунка. Дополнительно из пластинки с зеленой соломкой вырезать помпон берета, а из пластинки с темной соломкой – овальную деталь глаза. Можно при помощи горячего утюга еще затемнить тон этой детали.

Вырезанные из пластинок детали изображения наклеить на основу панно, следя за тем, чтобы все части поделки точно совпадали. Это несложное панно можно выполнить за один прием, не разделяя его на этапы.
Готовую работу до полного высыхания клея положить под пресс, затем вставить ее в рамку под стекло (рис. 21).

Рис. 21. Мини-панно «Утенок Тим»

Панно «Корзина с фруктами»

Вам потребуется
Готовые панели из соломы светло-золотистых и зеленоватых тонов, небольшой лист фанеры, бархатная бумага зеленого цвета, бумага, калька, клей ПВА для канцелярских работ, мебельный или канцелярский степлер и металлические скобы, карандаш, кисти, ножницы разного размера, острый нож, пинцет, мягкая салфетка, рамка со стеклом.
Ход работы Бархатную бумагу натянуть на фанеру при помощи степлера. Выполнить на бумаге эскиз корзины с фруктами в натуральный размер, на всех деталях наметить направление соломин, а также пометить детали цифрами. Перенести рисунок на кальку, ножницами вырезать каждую деталь рисунка – выйдут шаблоны для работы с пластинками. Подобрать по цвету соломенные пластинки и уложить на заготовленную ранее пластинку каждую деталь изображения. Для различных фруктов можно использовать близкие цвета пластинок, но отличающиеся по глубине тона. Кроме того, класть шаблоны на пластинки с разными наклонами по отношению к наклеенным соломинкам. Грушу положить так, чтобы направление соломин шло по диагонали с наклоном влево. Большое яблоко положить так, чтобы направление соломин шло по вертикали. Направление соломин на корзине должно быть горизонтальным. Подобным образом расположить на соломенных пластинках шаблоны всех деталей рисунка. Детали обвести на пластинке карандашом. На обратной стороне пометить детали цифрами в соответствии с эскизом. На пластинках с зеленоватой соломкой нарисовать листья так, чтобы соломины на них имели разное направление.

...

При помощи растительных красителей из листьев или корней крапивы, корней пырея или конского щавеля, из цветов ромашки, василька, донника, сурепки и других растений можно окрасить соломку в разные тона.

Вырезать все детали, разложить их на подготовленном фоне для примерки. Затем, нанося тонкий слой клея на оборотную сторону каждой детали, наклеить их на фон в соответствии с эскизом. Поскольку эта композиция составлена из многих деталей, следует приклеивать их поэтапно. Участок с частично приклеенным рисунком необходимо ненадолго придавить грузом, затем вновь продолжить наклеивание деталей и вновь положить работу под груз. Готовую работу положить под пресс до полного высыхания клея. Затем вставить панно в красивую рамку под стекло (рис. 22).

Рис. 22. Панно «Корзина с фруктами»

Панно «Ваза с цветами»

Вам потребуется
Готовые панели из соломы светло-золотистых, красновато-золотистых, двух тонов бежевого цвета и серо-зеленоватых тонов, небольшой лист картона, плотная хлопковая ткань темного цвета, бумага, калька, универсальный полимерный клей с прозрачной основой, карандаш, мебельный или канцелярский степлер и скобы, кисти, острый нож, пинцет, утюг, прибор для выжигания «Узор», мягкая салфетка, рамка со стеклом.
Ход работы

Ткань натянуть на картон при помощи степлера. Выполнить на бумаге эскиз букета цветов в натуральную величину, на всех деталях наметить направление соломин, а также пометить детали цифрами. Перенести рисунок на кальку, ножницами вырезать каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками. При подготовке шаблонов с деталями цветов можно перерисовать их от руки. При недостатке опыта в рисовании сделать это с помощью копировальной бумаги. Вырезать по шаблонам детали из соломенной пластинки, подбирая их по цвету и уложив на заготовленную ранее пластинку каждую деталь изображения. Для различных цветов нужно использовать различные цвета пластинок, но отличающиеся по глубине тона. Кроме того, класть шаблоны на пластинки с разными наклонами по отношению к наклеенным соломинкам. Подбирать пластинки так, чтобы направление соломин на лепестках шло по диагонали с большим или меньшим наклоном. Лепестки для цветков подбирать с разным направлением соломин и различного цвета.

Лепестки вырезать из пластинок золотистых красноватых и бежевых тонов. Некоторые лепестки немного затонировать при помощи инструмента для выжигания. Из пластинок светло-золотистого, бежевого и серо-зеленоватого цвета вырезать листья с разным направлением волокон. При помощи инструмента для выжигания наметить прожилки, часть листьев затонировать, сделать в центральной части лист темнее. Некоторые крупные листья лучше выкроить из двух половинок – правой и левой, разрезав шаблон листка по прожилке на две части. На соломенной пластинке их нужно выкраивать так, чтобы соломинки располагались в направлении под углом 45°. Вырезанные пластинки листа сложить так, чтобы они образовали «елочку».

Все детали листьев вырезать, располагая их вертикально, но повернуть при наклеивании под нужным углом. Тогда направление будет разным, но симметричным.

Готовые детали собрать на фоне, не приклеивая, для примерки. Затем приступить к поэтапному наклеиванию элементов, не забывая о направлении соломки. Сначала наклеивать лепестки цветков, а затем сердцевину. Для сердцевины из остатков соломы можно нарезать соломенный бисер. Залить контур сердцевины клеем и присыпать место бисером.

Для того чтобы выполнить вазу с цветами, надо вырезать эту деталь из листа бумаги, где она нарисована, для того чтобы получить шаблон. Затем деталь уложить на заготовленную для вазы соломенную пластинку золотистого цвета, вырезать ножницами и приклеить на положенное место. Предварительно вазу можно украсить тенями при помощи прибора для выжигания.

Завершив один этап наклеивания деталей рисунка, положить работу под пресс, дождаться пока высохнет клей, а потом продолжить, пока все элементы рисунка не будут наклеены.
Полностью готовую работу положить под пресс до абсолютного высыхания клея. Затем вставить картину в красивую рамку под стекло (рис. 23).

Рис. 23. Панно «Ваза с цветами»: а) отдельный цветок; б) набор букета

Панно «Одинокое дерево»
Очень выразительные картины выходят при использовании круглых соломинок. Золотистая соломка прекрасно смотрится на однотонной цветной бумаге. Из нее легко выкладывать разнообразные символы, контуры каких-либо объектов и еще многое другое.
Вам потребуется Готовые панели из соломы светло-золотистых, красновато-золотистых и бежевых тонов, стебли ржи, ячменя, пшеницы, овса, риса, небольшой лист картона, бумага для пастели темно-синего тона, бумага, калька, акриловые краски, универсальный полимерный клей с прозрачной основой, карандаш, мебельный или канцелярский степлер и скобы, кисти, ножницы разного размера, гладилка из твердых пород дерева, прибор для выжигания «Узор», мягкая салфетка, рамка со стеклом.

Ход работы

Выполнить на бумаге эскиз в натуральную величину с изображением одинокого дерева на фоне реки и далеких лесов. На всех деталях обозначить направление соломин, а также отметить детали цифрами. Перенести рисунок на кальку, ножницами вырезать каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками.

Вырезать по шаблонам детали из соломенной пластинки, подбирая их по цвету и уложив на заготовленную ранее пластинку каждую деталь изображения. Паруса выполнить с горизонтальным направлением соломин, второй парус на одной из лодок выполнить в вертикальном направлении. Дальний лес на другом берегу реки составить из треугольных элементов с вертикальным направлением соломин.

Очертания острова в правом углу картины выполнить из соломенной пластинки красновато-золотистого цвета с поперечным направлением соломин.
Ствол и крупные ветви одинокого дерева, а также корпуса лодок выполнить из плоской разглаженной соломенной ленты коричневого цвета. Усилить этот тон можно с помощью инструмента для выжигания.

...

В создании рисунка панно можно использовать разные материалы, главное, чтобы они сочетались между собой и композиция смотрелась целостно.

Мелкие ветки дерева выполнить из целых круглых соломинок, правильно подобранных по цвету. Также цельными соломинками светлого золотистого цвета изобразить рябь на воде.

Аккуратно вырезать все детали, разложить их на подготовленном фоне для примерки. Затем нанести на оборотную сторону каждой детали тонкий слой клея и наклеить их на фон в соответствии с эскизом. Из остатков соломенных пластинок вырезать небольшие треугольники и приклеить их попарно под углом по отношению друг к другу – получатся летящие птицы.

Для крепления цельных соломинок быстро наносить клей точками по отдельности на каждую соломинку, по одной прикладывать их на фон в нужных по эскизу местах. Можно также промазывать участки фона тонкой кисточкой, смоченной в клее, а затем, прижимая, прикладывать на него сухие соломинки.

Поскольку эта композиция составлена из многих деталей, следует приклеивать их поэтапно. Участок с частично приклеенным рисунком необходимо ненадолго придавить грузом, затем вновь продолжить наклеивание деталей и вновь положить работу под груз. Готовую работу положить под пресс до полного высыхания клея. Листву в кроне дерева можно выполнить при помощи точечной росписи акриловыми красками, используя тоненькую кисть. После полного высыхания краски вставить панно в красивую рамку под стекло (рис. 24).

Рис. 24. Панно «Одинокое дерево»

Панно «Сельская церковь»

Вам потребуется
Стебли ржи, ячменя, пшеницы, овса, риса, готовые панели из соломы нескольких светло-золотистых, темно-золотистых и темных коричневатых тонов, небольшой лист картона, бумага для пастели, бумага, калька, акриловые краски, универсальный полимерный клей с прозрачной основой, карандаш, мебельный или канцелярский степлер и скобы, кисти, ножницы разного размера, ножницы маленькие маникюрные, острый нож, шило, пинцет, утюг, гладилка из твердых пород дерева, прибор для выжигания «Узор», мягкая салфетка, рамка со стеклом.
Ход работы

Бумагу для пастели закрепить на картоне при помощи степлера. Акриловыми красками нарисовать небо в серо-голубых тонах, а также мелкие детали окружающего пейзажа.

Выполнить простым карандашом на бумаге эскиз в натуральную величину с изображением церковного строения на фоне неба. В эскизе нанести линии, по которым следует наклеивать соломины. Перенести рисунок на кальку, ножницами вырезать каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками. На всех деталях обозначить направление соломин, а также отметить детали цифрами. Вырезать по шаблонам детали из соломенной пластинки, подбирая их по цвету и аккуратно уложив на заготовленную ранее пластинку каждую деталь изображения.
Стены строений вырезать из панелей светлых золотистых тонов, некоторые светлые панели слегка затемнить путем проглаживания горячим утюгом. На стыках стен выполнить точечно тонировку при помощи инструмента для выжигания и сильно прогретым шилом. Соломка на них должна располагаться в горизонтальном направлении.

...

Создавая эскиз, желательно точно определить композиционный центр картины. Следует придерживаться некоторых правил: уходить от сплошной заклейки изображения из соломы, вокруг изображений оставлять больше воздуха, не нагружать композицию мелкими деталями.

Крыши строений вырезать из панелей темно-золотистого и коричневого цвета. На них соломка также должна располагаться в горизонтальном направлении. Некоторые места, где на крыше имеется тень, нужно затонировать. Круглые купола вырезать из пластинки самого светлого золотистого тона. Заготовленные детали изображения разложить на фоне и посмотреть, все ли так, как планировалось. Если увиденное отвечает требованиям эскиза, то начать промазывать детали с обратной стороны клеем и наклеивать на фон.

Так как эта композиция составлена из многих деталей, то следует приклеивать их поэтапно. Сначала наклеить стенки церковного строения на переднем плане. Участок с частично приклеенным рисунком необходимо ненадолго придавить грузом. Затем выполнить кровлю и купола, вновь положить работу под груз. Затем вновь продолжить наклеивание деталей, и опять положить сушиться под пресс.

Все мелкие архитектурные детали и кресты на куполах можно выполнить из целых круглых соломинок. Для их крепления быстро наносить клей точками по отдельности на каждую соломинку, а затем по одной прикладывать их на фон в нужных по эскизу местах. Стволы деревьев на заднем плане выклеить из цельных круглых соломинок. Можно также промазывать участки фона тонкой кисточкой, смоченной в клее, а затем, прижимая, прикладывать на него сухие соломинки. Готовую работу положить под пресс до полного высыхания клея.

Листву в кроне деревьев выполнить при помощи точечной росписи акриловыми красками, используя тоненькую кисть. После полного высыхания краски вставить готовое произведение в красивую рамку под стекло (рис. 25).

Рис. 25. Панно «Сельская церковь»

Панно «Парусник»

Вам потребуется
Готовые панели из соломы нескольких светло-золотистых тонов, небольшой лист картона, бумага, калька, шелк, атлас или плотная хлопковая ткань темного цвета, прочные суровые нитки, клей ПВА для канцелярских работ или универсальный полимерный клей с прозрачной основой, карандаш, мебельный или канцелярский степлер и скобы, кисти, острый нож, пинцет, утюг, прибор для выжигания «Узор», мягкая салфетка, рамка со стеклом.
Ход работы

Ткань закрепить на картоне при помощи степлера. Выполнить на бумаге эскиз в натуральную величину с изображением парусника, летящего по волнам на фоне неба. В эскизе нанести линии, по которым следует наклеивать соломины. Перенести рисунок на кальку, ножницами вырезать каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками. На всех деталях обозначить направление соломин, а также отметить все детали цифрами. Вырезать по шаблонам детали парусника из соломенной пластинки, подбирая их по цвету и аккуратно уложив на заготовленную ранее пластинку каждую деталь изображения.

Нижнюю часть корпуса судна вырезать волнообразно, чтобы придать естественность символическому образу воды, бьющейся о прочный корпус. Детали двух косых парусов фок-мачты расположить на соломенной пластинке так, чтобы соломинки приобрели диагональное расположение. Такое же диагональное расположение должны иметь соломинки на основном парусе, закрепленном на задней бизань-мачте. Нижнюю часть этого паруса вырезать из соломенной пластинки с горизонтальным направлением соломинок. Для средней грот-мачты вырезать два больших паруса с вертикальным направлением соломинок, верхний небольшой парус вырезать с диагональным направлением соломинок. Мачты корабля сделать из цельных круглых соломинок, а снасти выполнить из расщепленных плоских соломинок и из прочных ниток. Из остатков соломенных пластинок вырезать солнце и силуэт птицы в небе.

Все заготовленные детали изображения разложить на фоне и проверить, отвечает ли выложенная композиция задуманному эффекту. Если все элементы соответствуют требованиям эскиза, а изображение получилось безупречно, то нужно промазывать клеем детали с обратной стороны и наклеивать их на фон. Поскольку эта композиция собрана из многих деталей, то приклеивание следует выполнять поэтапно. Сначала наклеить корпус корабля из соломенной пластинки и мачты из целых круглых соломинок. Для того чтобы закрепить детали из круглой соломы, надо быстро наносить клей точками по отдельности на каждую соломинку, а затем по одной прижимать их к фону в нужных по эскизу местах. Участок с частично приклеенным рисунком ненадолго положить под пресс.

Затем наклеить паруса и мелкие снасти из расщепленной соломы, вновь положить работу под груз. Далее наклеить снасти из ниток, используя для этого смоченный в клее острый кончик маленькой кисточки. Вновь положить работу сушиться под пресс. Опять продолжить наклеивание деталей – солнца и силуэтов птиц, а после опять положить работу сушиться под пресс до полного высыхания клея, можно оставить ее под прессом на сутки.
После полного высыхания клея вставить готовое панно в красивую рамку под стекло (рис. 26).

Рис. 26. Панно «Парусник»

Панно «Улица старого города»

Вам потребуется

Готовые панели из соломы золотистого цвета разной степени насыщенности, стебли ржи, ячменя, пшеницы, овса, риса, небольшой лист фанеры или картона, бархатная бумага темного цвета, бумага, калька, универсальный полимерный клей с прозрачной основой, карандаш, мебельный или канцелярский степлер и скобы, кисти, ножницы разного размера, острый нож, пинцет, утюг, гладилка из твердых пород дерева, прибор для выжигания «Узор», мягкая салфетка, рамка со стеклом.

Ход работы

Ткань закрепить на картоне при помощи степлера. Выполнить на бумаге эскиз в натуральную величину с изображением извилистой улицы старого города. На эскиз нанести линии, по которым следует наклеивать соломины. В частности, на изображаемом доме указать стрелками направление бревен, черепицы. Перенести рисунок на кальку вместе со стрелками, ножницами вырезать каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками. На всех деталях обозначить направление соломин, а также отметить детали цифрами. Если крыша помечена на эскизе как № 1, то и на кальке должен стоять тот же номер. Итак, этот номер должен быть и на рисунке, и на листе бумаги, на которую переведена деталь, с лицевой и изнаночной сторон. Важна четкость написания цифр. Когда на картине много деталей, то по номерам будет легко ориентироваться при компоновке всех элементов картины на фон. Все детали вырезать по шаблонам из соломенных пластинок, подбирая их по цвету и уложив на заготовленную ранее пластинку каждую деталь изображения.

Фактически после такой проработки рисунок оказывается расчлененным на многие детали, каждая из которых должна иметь свою окраску. В соответствии с окраской детали подбирается должный тон соломки, к примеру: белая или самая светло-золотистая солома на крышу, желтая и темная – на стену. Подобрав соломку по тону, можно наклеивать ее на детали рисунка.

При этом важна точная подгонка краев наклеиваемых соломинок друг к другу и соблюдение направления. Правильно выбранное направление соломинок придаст большую выразительность всей картине. Можно подойти к этому вопросу просто: стены домика выложить горизонтально расположенной соломкой (как настоящие бревна), дверь выложить вертикально наклеенными соломинками, а крышу выложить расположенными под углом соломинками.

Но можно несколько усложнить себе задачу и выполнить имитацию каменистых стен соломенным бисером. Для этого крупно нарезать какое-то число соломенных лент. Выложить цельными круглыми соломинками основные конструктивные линии здания: карнизы, обшивку окон и оконных переплетов, другие подобные детали. Затем, промазывая небольшими участками поверхность стен, высыпать на них соломенный бисер и придать ему пинцетом нужное положение. Таким методом можно выполнить фасады невысоких зданий и цокольные поверхности.

Для изготовления элементов крыш, похожи на черепицу, следует использовать плоскую декоративную плетенку типа четвертной косички или четвертной «зубатки», которая отличается простотой изготовления, красотой и прочностью.

Предварительно сплести ленту нужной длины, смочить ее в воде и прогладить горячим утюгом. После глажения возвратится утраченный от размачивания блеск соломы, лента же спрессуется, став плоской и ровной. Готовую ленту нарезать на отрезки нужной длины и наклеивать их на фон в пределах контуров крыш или других деталей.

Детали этой работы также следует наклеивать поэтапно, выдерживая некоторое время наклеенный участок под прессом.
Стволы деревьев на заднем плане выклеить из цельных круглых соломинок. Отрезками таких же соломинок выполнить разметку на улице и рисунок булыжной мостовой. Для этого надо промазывать нужные участки фона тонкой кисточкой, смоченной в клее, а затем, прижимая, прикладывать на них сухие соломинки. Готовую работу положить под пресс до полного высыхания клея. После полного высыхания клея вставить панно в красивую рамку под стекло. Кстати, под стеклом тон соломки существенно выигрывает, она дольше сохраняет яркость и блеск (рис. 27).

Рис. 27. Панно «Улица старого города»

Панно «Букет роз»

Вам потребуется
Соломка различных оттенков, лист картона или фанеры, плотная ткань черного или темно-синего цвета, бумага, калька, клей ПВА для канцелярских работ, карандаш, мебельный или канцелярский степлер и скобы, ножницы разного размера, кисти, острый нож, пинцет, утюг, гладилка из твердых пород дерева, прибор для выжигания «Узор», мягкая салфетка, рамка со стеклом.
Ход работы

Ткань закрепить на картоне при помощи степлера. Выполнить на бумаге эскиз в натуральную величину с изображением букета роз. Перенести рисунок на кальку, ножницами вырезать каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками. На всех деталях обозначить направление соломин, а также отметить детали цифрами.
Непосредственную работу начать с изготовления листьев. Для этого лист розы перевести на кальку, оставляя промежутки между двумя половинками листа. Указать стрелочками расположение соломки и номер перерисованной детали в соответствии с основным рисунком. По контуру листа обрисовать припуск примерно 0,5 см, вырезать деталь с припусками. Затем на одну половинку листика наклеить зеленые пластинки соломки вплотную друг к другу, учитывая направление, указанное стрелочкой на листочке. Не стоит пугаться, если некоторые наклеенные кусочки соломки будут выступать за контуры рисунка – это вполне естественно.

...

Картины из соломки со сложным сюжетом, с большим количеством деталей лучше выполнять по эскизу в натуральных размерах, который исполнен в карандаше. При его составлении следует уделять особое внимание общей композиции эскиза. Хорошо взвешенная композиция служит залогом успеха картины.

Еще влажные от клея детали листа обрезать острыми небольшими ножницами по контуру, удаляя с изнанки лишние кусочки соломки. Подобным образом изготовить и вторую половинку листика. Две половинки листика наклеить изнаночной бумажной стороной на кусочек кальки. Во время изготовления двух половинок листа следует проявить внимательность при наклеивании соломки на кальку, важно не перепутать лицевую и изнаночную стороны заготовок. В случае такой путаницы будет невозможно точно склеить вместе половинки листка, поскольку в запасе будут или левые, или правые половинки. Подобным способом изготовить и все другие листья, подбирая по цвету соломинки и укладывая их на заготовленный заранее шаблон листа (рис. 28–1).

Рис. 28–1. Изготовление листьев из соломенной панели

Листьям можно придать некоторую рельефность, слегка приподнимая вверх их кончик. Для получения красивого изгиба придавить лист с лицевой стороны горячим утюгом и аккуратно потянуть его вверх за свободную часть, стремясь вытащить кончик листа из-под утюга. Повторить это действие несколько раз.

Для того чтобы придать большую изогнутость середине листа, придавить горячим утюгом с изнаночной стороны его центральную часть. В то же время взять край листа левой рукой и вытянуть его вверх. Повторить это действие несколько раз. Кроме того, в процессе изготовления листьев можно немного затенить середину листка при помощи прибора для выжигания.

По той же технологии, что и листья, изготовить цветки роз. Все детали цветка розы перевести отдельно на кальку и вырезать, прибавив 0,5 см по их контуру. Детали пометить номерами и проставленными стрелками для точного определения направления наклеивания соломки. Все детали цветка розы обклеить соломкой, затем обрезать всю лишнюю соломку по контуру цветка с изнаночной стороны.
Все подготовленные детали разложить на основе картины, обтянутой черной тканью. Если составленная композиция отвечает всем требованиям, далее приступить к поэтапному наклеиванию деталей. Наклеивание деталей следует начинать со стебельков, стремясь к максимальной аккуратности, чтобы клей не вытек за пределы той или иной детали. Между деталями цветка оставлять промежуток в 1–2 мм при наклеивании. Для большей выразительности можно при помощи прибора для выжигания немного затенить середину цветка или место под отгибом лепестка. После полного высыхания клея вставить готовую работу в красивую рамку под стекло (рис. 28–2).

Рис. 28–2. Панно «Букет роз»: а) эскиз рисунка; б) готовый букет

Работе можно придать и дополнительную оригинальность, поместив ее в рамку, которой послужат детали, сделанные из соломки и приклеенные по контуру картины.

Объемная картина из соломки «Розовый букет»

Вам потребуется
Неокрашенная соломка из стеблей зрелой пшеницы, пшеничная соломка, прокипяченная в соде, пшеничная соломка, прокипяченная и замоченная в смеси пищевых красителей (красный и синий), готовые панели из соломы золотистого цвета разной степени насыщенности, небольшой лист картона или фанеры, плотная хлопковая ткань, шелк или атлас темного цвета, бумага, калька, карандаш, клеевой карандаш или двусторонний скотч, или клеевой пистолет, универсальный полимерный клей с прозрачной основой, мебельный или канцелярский степлер и скобы, кисти, ножницы разного размера, ножницы маленькие маникюрные, острый нож, пинцет, утюг, гладилка из твердых пород дерева, прибор для выжигания «Узор», маломощный паяльник, мягкая салфетка, рамка для оформления работы.
Ход работы Ткань закрепить на картоне при помощи степлера. Выполнить на бумаге эскиз в натуральную величину с изображением букета роз. На эскиз нанести линии, по которым следует наклеивать соломины. Перенести рисунок на кальку, ножницами вырезать каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками. На всех деталях обозначить направление соломин, а также отметить детали цифрами (рис. 29–1).

Рис. 29–1. Разметка лепестков цветка розы для изготовления объемной аппликации

Вырезать по шаблонам детали листьев из соломенной пластинки, обработать их таким же образом, как и в предыдущей поделке.

Прежде чем приступить к непосредственному изготовлению цветков, соломку замочить и разгладить утюгом. Процесс создания объемной розы начинать с изготовления внешних лепестков. Их нужно продолжить, подводя под низ верхних лепестков, проставить направление и номер, перевести на кальку и вырезать с припуском, чтобы позднее было легче вырезать деталь.

Соломку наклеивать на вырезанные из кальки детали лепестков с учетом направления, указанного в эскизе. Для дальних лепестков желательно подобрать соломку более темных тонов. Вырезать лепестки по контуру, их края загнуть паяльником. Если используется паяльник большей мощности, то все действия нужно выполнять, пока он еще не сильно нагрелся. Деталь при работе должна лежать на тряпочке, не следует выполнять загиб краев на весу. Возможно, красивый загиб лепестка не получится с первого раза, поэтому лучше сначала потренироваться на ненужных обрезках.

Лепестки в нижней части можно слегка тонировать нагретым паяльником. Отвороты для нижних лепестков загибать со всех краев, осторожно водя по краю горячим паяльником. Выполнить нижний ряд лепестков, приклеить на место сначала сами лепестки, а затем приклеить отвороты. Эти детали предпочтительнее приклеивать, используя клеевой пистолет. При наличии определенного опыта можно плавить клеевые стержни слабеньким паяльником и наносить клей паяльником на деталь. На выпуклом отвороте лепестка клей размазывается немного выпукло.
Верхний блок лепестков делать по той же методике. Склеить блок из лепестков, кроме нижней детали и отворота. Для создания объема нужно приклеивать его на небольшой цилиндр из плотной бумаги или тонкого мягкого картона. Нижнюю деталь лепестка удобней приклеивать галочкой к лепестку верхнего блока, а верхний отворот приклеивать на бумажные цилиндрики для объема (рис. 29–2).

Рис. 29–2. Приклеивание объемных деталей: а) приклеивание части лепестка галочкой; б) приклеивание отворотов на бумажные цилиндрики

Сборку объемных цветов розы лучше всего производить отдельно, на кальке или другой тонкой бумаге, куда переведены все контуры цветка. Тогда будет легче исправить допущенную ошибку, в случае неудачи можно просто обрезать плохо выполненный участок. На ткани или бархатной бумаге основного фона картины это сделать невозможно (рис. 29–3).

Рис. 29–3. Сборка цветка на отдельном листе тонкой бумаги с прорисованными контурами и готовый результат сборки

Когда будет собрано необходимое для букета количество цветков и выполнены листья, приступить к сборке букета.

Все заготовки разложить на фоне картины, можно перемещать их, пока не будет получен желаемый результат.

Для большей уверенности отметить местоположение элементов композиции на фоне при помощи исчезающего серебристого фломастера или тоненького кусочка высушенного мыла.
Далее тонкой кисточкой смазать клеем бумажную основу цветка или листика и наклеить элемент композиции на положенное место.

...

Желательно разумно использовать золотую соломенную пластинку, чтобы не выбрасывать остатки напрасно. Стоит внимательнее присматриваться к обрезкам – из них может выйти что-то интересное.

Все веточки можно выполнить из отрезков цельной круглой соломы.

Подождать, пока работа полностью высохнет, и вставить ее в раму (рис. 29–4).

Раму для панно, по желанию, можно украсить деталями из соломки, а также цветками или листьями, что придаст работе дополнительную оригинальность.

Рис. 29–4. Объемная картина из соломки «Розовый букет»

Объемная картина «Ромашки»

Вам потребуется
Пшеничная соломка белого и желтого цвета, соломенный бисер, крашеная солома зеленого, малинового, оранжевого цвета, небольшой лист картона или фанеры, бархатная бумага темно-зеленого цвета, бумага, калька, клеевой карандаш или двусторонний скотч, или клеевой пистолет, универсальный полимерный клей с прозрачной основой, карандаш, мебельный или канцелярский степлер и скобы, кисти, ножницы разного размера, острый нож, пинцет, утюг, гладилка из твердых пород дерева, прибор для выжигания «Узор», маломощный паяльник, старый фломастер с круглым концом, мягкая салфетка, рамка для оформления работы.
Ход работы

Бархатную бумагу закрепить на картоне при помощи степлера. Выполнить на бумаге эскиз в натуральную величину с изображением букета ромашек и небольших оранжевых цветков. На эскиз нанести линии, по которым следует наклеивать соломины. Для наглядности на отдельный лист перевести цветок ромашки, дорисовать карандашом каждый лепесток до центра цветка, поскольку лепесток должен быть полным, даже если он укрыт другим лепестком.
Отметить направление соломки, которое должно быть от центра цветка до кончика лепестка (как и в других цветах). Отдельно перенести рисунок каждого лепестка на кальку, ножницами вырезать с припуском каждую деталь рисунка для получения шаблонов при дальнейшей работе с соломенными пластинками. На всех вырезанных деталях также обозначить направление соломин и отметить все детали цифрами, поскольку у ромашки множество лепестков (рис. 30–1).

Рис. 30–1. Заготовка бумажных шаблонов для цветка ромашки

Соломку замочить в горячей воде и прогладить. Наклеивать соломку на шаблоны из кальки согласно направлению. Если ширина одной соломинки не соответствует ширине лепестка, то рядом наклеить вторую. Наклеив соломинку на кальку, можно прокатать ее с обратной стороны старым круглым фломастером, чтобы удалить лишний клей. Тогда лепесток будет более ровный. Вырезать лепесток по линии, подобным образом заготовить все лепестки.

Можно заранее заготовить пластинки из неотбеленной соломки (с одного края наклеить соломку желтее). Затем из соломенной пластинки вырезать лепестки на глаз, обычно так делают мелкие цветочки.
Далее придать лепесткам объем, осторожно прокатав их паяльником с обратной стороны. В результате лепесток будет более выгнутым в середине. Для того чтобы загнуть его края, положить на руку мягкую тканевую салфетку. Большим пальцем левой руки прижать лепесток так, чтобы было свободно то место, которое нужно загнуть. Постепенно поворачивая лепесток, водить паяльником по краю лепестка и загибать его или со всех сторон, или только верх.

...

В уже готовой аппликации допускается выполнение тонировки мелких деталей или орнаментов выжиганием с использование инструмента для выжигания по дереву или нагретого шила.

Теперь надо тонировать низ лепестка, для чего использовать или паяльник, или инструмент для выжигания. Для затенения лепестков водить не очень горячим паяльником по направлению соломы, пока не будет получен нужный оттенок. Когда все лепестки будут готовы, вновь перевести цветок ромашки на кальку и клеить лепестки за кончик при помощи клеевого пистолета или двустороннего скотча. Обладая некоторым опытом, можно собирать цветы без рисунка, на глаз, тогда форма каждого из цветков будет немного отличаться. Наклеив все лепестки, обрезать под цветком лишнюю кальку.

Для серединки цветков нарезать достаточное количество соломенного бисера, нарезая соломку сначала вдоль, а затем поперек. Из кальки вырезать кружок по размерам серединки, смазать его клеем и обмакнуть в нарезанную крошку. Немного подождать, пока клей высохнет, затем смазать деталь клеем еще раз и снова обмакнуть в крошку. Повторять это действие, пока серединка не приобретет нужный объем. В центре она должны быть более выпуклой. Подождать, пока полностью высохнет клей. Готовую серединку приклеить в центр цветка, если серединка получилась очень выпуклая, то можно клеить на бумагу, скрученную по форме цилиндрика (рис. 30–2).

Рис. 30–2. Готовые ромашки

Небольшие оранжевые цветки можно сделать, вырезая их лепестки из заранее склеенной соломенной пластинки. У них серединку не обязательно делать насыпную. Это простая круглая деталь, вырезанная из соломенной пластинки и обрисованная инструментом для выжигания. Листики вырезать по шаблонам из двух деталей, как до этого делались листья розы, только им нужно придать другую форму. Соломинки располагать на деталях по направлению под углом примерно 90°.

Края листьев загнуть паяльником и наклеить на кальку, смазывая клеем только внутренний край. Удобней выполнять это действие при помощи клеевого пистолета или двустороннего скотча. По такому же способу выполнить бабочку и совсем мелкие цветки в букете.
Собрав необходимое для букета количество цветков и листьев, приступить к сборке букета. Все заготовке разложить на фоне картины, перемещать заготовки, пока не будет получен желаемый результат. Для большей уверенности можно отметить местоположение элементов композиции на фоне при помощи исчезающего серебристого фломастера или тоненького кусочка высушенного мыла. Теперь тонкой кисточкой смазать клеем бумажную основу цветка или листика и наклеить элемент композиции на положенное место. Значительно быстрее можно выполнить эту часть работы при помощи клеевого пистолета. Все ромашки и большую часть оранжевых цветов приклеивать к фону на подставку в виде небольших цилиндриков из картона, которые придают букету больший объем. Подождать, пока работа полностью высохнет, и вставить ее в рамку (рис. 30–3).

Рис. 30–3. Объемная картина «Ромашки»: а) крепление цветка на картонный цилиндрик; б) готовый букет

Соломенные куклы и игрушки

В деле изготовления соломенных кукол и игрушек велик простор для фантазии. Из соломы, благодаря ее свойству гнуться и сохранять заданную форму, можно сделать различные декоративные скульптуры и фигуры людей, разнообразных забавных зверушек – лошадок, птичек, собачек.

Создают соломенные скульптуры по определенным правилам, освоив которые, можно самостоятельно делать любые соломенные игрушки. Солому надо подготовить: перед началом работы вымочить в холодной воде в течение 5–6 ч или распарить, что сделает ее более мягкой и гибкой. Затем нужно перебрать сырье, очищая стебельки от листочков, удаляя неровные и испорченные соломинки.

Собственно работу над изделием всегда следует начинать с изготовления основы фигуры – каркаса из пучков соломки или проволоки. Каркасу придают форму животного или человека, а потом оплетают соломкой. В нужных местах делают очень тугие перевязки, чтобы изделие было красивым, поскольку связанная соломка сжимается, а отходящая от перевязки соломка делается похожей на веер, который можно красиво распушить. Если перевязать влажную соломку, то при высыхании она хорошо сохранит приобретенную форму, даже если убрать перевязку. Это свойство часто используют при изготовлении рук и ног кукол, а также некоторых элементов одежды.

Базовая кукла

Конструкция этой куклы может послужить основой для множества других поделок, поэтому столь важно освоение работы с ней.

Вам потребуется Пшеничная или ячменная солома, прочные нитки, нож, ножницы, приспособление «коза» для поделок из соломы.

Ход работы

Взять пучок соломинок в количестве 60–70 штук, перегнуть пучок пополам так, чтобы в середине пучка не было утолщенных узлов. Для этого нужно раздвинуть коленца вверх и вниз, готовя место для будущей кукольной головы. Если коленце соломинки окажется на месте перегиба жгута, соломинка сломается и испортит внешний вид куклы. После такого перебора концы соломенного пучка будут неровными, это неважно, поскольку их все равно придется обрезать в конце работы. Кстати, подбирая стебли, нужно постараться, чтобы на лицевую сторону изделия попала только красивая, равномерно окрашенная соломка.

Теперь можно приступить к самому ответственному действию – изготовлению головы и туловища куклы.

Для этого из подготовленного сырья нужно свить специальный толстый жгут в несколько приемов:

– взять пучок обеими руками так, чтобы участок без коленец (планируемое местоположение головы) был между ладонями;

– немного растянуть пучок в разные стороны;

– повторить действие еще раз, стараясь сделать жгут ровным и гладким;
– перекрутить пучок так, как отжимают белье.

...

Сначала придется каждый раз отсчитывать точное количество соломинок для изготовления куклы, но с приобретением опыта ладонь сама будет захватывать пучок нужной толщины.

Оба конца скрученного и согнутого жгута зажать коленями, руками туго перетянуть жгут прочной ниткой, отступив от сгиба 1–2 см. Здесь будет шея куклы, при ее оформлении нужно настолько сильно перетягивать жгут, чтобы захрустели соломинки (рис. 31).

Рис. 31. Изготовление головы и туловища соломенной куклы

Качество поделки во многом зависит от того, насколько этот жгут окажется ровным и гладким – это очень важная часть работы. Далее надо изготовить для куклы руки и сделать нарядную отделку для сарафана. Для изготовления кукольных рук нужен небольшой пучок из 10–12 соломинок, от которого следует отрезать заготовку длиной около 20 см и перетянуть ее в середине прочной ниткой. Затем взять тоненький пучок из 8–10 соломинок, перегнуть его через только что сделанную деталь и плотно перетянуть прочной ниткой под самой перекладиной (рис. 32).

Рис. 32. Изготовление рук соломенной куклы

В этом виде руки куклы похожи на очертания большой буквы «Т». Незаметная снаружи деталь игрушки в виде прикрепленного к заготовке дополнительного пучка соломки имеет большое значение для каркаса куклы. Во-первых, она надежно закрепляет руки куклы. Во-вторых, немного увеличивая толщину жгута, придает туловищу несколько больший объем, чем у головы, и увеличивает пышность подола сарафана.

Прежде чем переходить к сборке куклы, следует продумать украшения кукольной одежды. Подол сарафана можно отделать нарядной каймой-косичкой, сплетенной из 3–4 расплющенных соломинок. Плетенку требуется сплести большей длины, чем нижняя окружность сарафана. Отрезать нужную длину плетенки, замкнуть ее в кольцо и скрепить золотистой ниткой – это нижняя кайма сарафана. Остаток плетенки пригодится для других целей.
Теперь можно собирать куклу. Сначала прикрепить руки куклы к туловищу. Для этого нужно развести концы перекрученного жгута в разные стороны и вложить в образовавшееся углубление заготовку, имеющую форму буквы «Т», стараясь как можно глубже продвинуть ее к шее куклы. Это обеспечит кукле статную фигуру и гордую посадку головы (рис. 33–1).

Рис. 33–1. Крепление рук куклы к туловищу

Соломенный жгут вновь зажать между коленями, чтобы освободить руки, и туго перетянуть жгут прочными нитками для формирования талии. Одновременно нужно закрепить на талии верхний конец отрезка плетенки так, чтобы соломенная косичка располагалась по центру кукольной юбки (рис. 33–2).

Рис. 33–2. Формирование туловища куклы

Далее следует сформировать руки куклы. Для этого согнуть концы Т-образного пучка, т. е. руки куклы, связать их с туловищем для фиксации в нужном положении. Оставить в таком положении до тех пор, пока не высохнет соломка. Затем туго перевязать пучки соломы прочными нитками и подрезать ровно концы (рис. 33–3).

Рис. 33–3. Формирование рук куклы

Однако кукла все еще не приобрела презентабельный вид: из-за торчащих во все стороны длинных и коротких соломинок не видно ее аккуратную голову и тоненькую талию. Пока куклу даже невозможно поставить на стол, из-за разной длины соломинок она нетвердо стоит на «ногах». Необходимо подрезать лишнюю длину выступающих соломинок, придавая кукле большую устойчивость и выравнивая подол сарафана. Для этого действия очень удобно использовать заранее подготовленное приспособление «коза». После выравнивания низ юбки оформить ранее заготовленной плетеной ленточкой, сшитой в кольцо. Плетенка украсит юбку и одновременно закрепит форму – соломка не будет расходиться в разные стороны (рис. 33–4).

Рис. 33–4. Базовая кукла

Кукла-оберег должна быть без лица, для обычной куклы можно вышить или нарисовать личико. Можно приодеть куколку, сшить самостоятельно платьице или комбинезон из ярких разноцветных лоскутков, надеть на голову самодельную шляпу или же повязать платок. Можно сшить для куклы жилетку из ткани, а на талию повязать фартук.

Кукла с раздельным изготовлением туловища и юбки
Базовая кукла, сделанная вышеописанным способом, будет небольшого размера, поскольку на ее изготовление берут цельный пучок соломки. Если предполагается получить куклу больших размеров, то ее нужно сделать из нескольких частей, соединенных между собой. Чаще всего этими частями бывают туловище и юбка.
Вам потребуется Пшеничная или ячменная солома, прочные нитки, нож, ножницы, приспособление «коза».

Ход работы

Работа над изготовлением куклы на начальном этапе происходит так же, как в предыдущей поделке.

Из подготовленного сырья свить специальный толстый жгут, перекрутить его так же, как отжимают белье. Затем туго перетянуть жгут прочной ниткой, отступив от сгиба 1–2 см, – это голова куклы.

Для изготовления рук взять небольшой пучок соломы, перевязать его с двух сторон и подровнять ножницами концы соломинок – это руки куклы.
Разделить туловище пополам у шеи, вставить в тело соломенные руки, временно перевязать туловище прочной ниткой, но уже под руками. Концы соломинок внизу подровнять ножницами. Затем ручкам можно придать форму, как и в предыдущей поделке, или зафиксировать концы ручек на талии куколки, или просто оставить их свободными (рис. 34–1).

Рис. 34–1. Изготовление верхней части туловища куклы: а) изготовление головы и шеи; б) изготовление рук; в) установка рук на место

Из отдельного пучка соломы, который по толщине превышает пучок для верхней части туловища, нужно сделать юбку. Для этого пучок перевязать в верхней части, ножницами подровнять концы соломин, вставить пучок-юбку в пучок-туловище и крепко перевязать туловище по линии талии. Нижний край соломы верха туловища разложить поверх юбки (рис. 34–2).

Рис. 34–2. Сборка каркаса куклы: а) юбка; б) готовый каркас

Изготовив базовый каркас куклы, затем можно разнообразить соломенные фигурки в силу собственной фантазии. Куклу возможно украсить, применяя различные плетеные элементы для одежды и головных уборов. В частности, юбку сделать другим способом: стебли соломы сшить, а еще лучше сострочить на машинке, придавая им форму веера. Готовую юбку обернуть вокруг кукольной талии и связать прочными нитками с туловищем.

Можно также закрепить юбку куклы поверх туловища, чтобы получилось что-то похожее на перепоясанное платье. Место соединения юбки и туловища закрыть перевязкой из соломки или цветной ленточкой. Можно оформить низ юбки плетеной ленточкой, сшитой в кольцо, как в предыдущей поделке.

Кукла с закрытой головой

Вам потребуется
Пшеничная или ячменная солома, прочные нитки, нож, ножницы, приспособление «коза».
Ход работы

Для того чтобы сделать куклу с закрытой головой, т. е. когда сгиб пучка соломы сверху перекрыт соломинами, нужно взять пучок соломы немного большей длины, чем для изготовления предыдущих кукол.
Верхушку пучка туго перевязать прочными нитками или узким шнуром (шаг 1), оставшуюся часть соломин ниже перевязки разделить пополам и поднять вверх так, чтобы внутри осталась перевязанная верхушка пучка (шаг 2). Говоря иными словами, ее нужно спрятать под соломинами. Затем отогнутый вверх пучок крепко сжать руками и снова перевязать его примерно на уровне окончания спрятанной верхушки (шаг 3). После этого можно спокойно перевернуть пучок на 180° (шаг 4) (рис. 35–1).

Рис. 35–1. Изготовление закрытой головы для куклы

Далее куклу делать основным способом: изготовить из отдельного пучка ручки, вставить их в пучок-туловище, разделенный на две части (шаг 1). Часть пучка, приходящуюся на грудь куклы, перегнуть, вставить под него пучок-туловище (шаг 2). Туго перевязать соломку по линии талии, подровнять концы верхней части – низ кофты, а также самый низ – подол юбки (шаг 3) (рис. 35–2).

Рис. 35–2. Окончательная сборка куклы

Придумывая различные одежды и украшения для куклы, можно остановить свой выбор на прическе, которую несложно сделать из льняных или синтетических ниток. Для этого сложить пополам пучок выбранных ниток, ниткой того же цвета связать его середину (шаг 1).

Сложенный пучок приложить к голове куклы, которую предполагается украсить прической (шаг 2). Отступить от связанной середины на расстояние, позволяющее надеть «волосы» на голову (шаг 3). Остальную часть прически заплести в косу (шаг 4). Затем приклеить прическу на кукольную голову (шаг 5). Можно сделать косу и из соломки, которую сначала пришить вручную по линии пробора к голове, а далее заплести в косу.
Косу из соломы можно сделать в одно время с головой куклы. Для этого надо взять пучок соломы несколько большей толщины, туго связав его, разделить пучок на три части. Большая часть пучка в дальнейшем послужит туловищем, а две другие пойдут на изготовление закрытой головы и прически. Эту часть соломенного пучка нужно отогнуть вверх и перевязать. После этого отогнуть волосы вниз, уложить их по форме головы. Затем отвести назад, перевязать и заплести косу (рис. 35–3).

Рис. 35–3. Изготовление кукольной прически из соломы

Дополнительно голову куклы украсить венком или вплетенной в косу лентой, надеть на нее косынку или шляпку. Можно сплести красивый пояс из цветных ниток или вплести яркие нитки в пояс из соломинок.

...

Используя простейшие природные материалы, можно сделать милую куколку-оберег для комнаты маленькой девочки. Такая куколка прекрасно впишется в кантри-интерьер дома. Ценящие домашний уют немцы особенно любят украшать свои дома различными поделками из соломы.

Обувь для соломенной куклы легко сделать, дважды перевязав пучок ноги. Сначала перевязку сделать внизу, а затем выше первой перевязки. Далее согнуть пучок по этой линии. Если проявить изобретательность, то ступню можно оформить в виде лаптя или сапога.

Кукла-мужчина

Вам потребуется

Пшеничная или ячменная солома, прочные нитки, нож, ножницы, приспособление «коза».

Ход работы

Прочной ниткой у пучка соломы перевязать его верхушку, отступить вниз примерно на 1 см и снова перевязать пучок (шаг 1). Отдельно сделать руки, так же, как и для женской куклы (шаг 2). Взять пучок соломки, равный по длине будущей фигурке, перевязать и подровнять его концы – получились руки (шаг 3). Разделив основной пучок на две части, вставить руки так, чтобы обе руки, выступающие по бокам фигурки, были одинаковой длины (шаг 4). Затем передвинуть руки вверх, как можно ближе к жгуту, отделяющему голову. Вновь перевязать пучок, чтобы получилась талия. Оставшуюся часть пучка разделить пополам – это ноги (шаг 5).
Концы ног подровнять и перевязать (рис. 36).

Рис. 36. Изготовление каркаса мужской фигурки

При изготовлении фигурки мальчика можно сделать его ноги тем же способом, что и юбку девочке. Большой пучок соломки согнуть пополам, несколькими витками ниток скрепить шею и талию (шаг 1). Верхний слой соломки аккуратно срезать на уровне низа рубашки (шаг 2). Взять два разных пучка соломы, вставить их снизу в туловище и туго перевязать прочной ниткой, шнурком или лентой (шаг 3) (рис. 37).

Рис. 37. Изготовление мужской фигурки из нескольких частей

Если нужно зафиксировать руки в определенном положении, то следует связать их ниткой и оставить в таком состоянии, пока солома не высохнет. Можно сделать мальчику волосы, приклеив паклю. Тонкую соломку вымочить, сплести из нее косички и сшить шляпу. Жилетку мальчику можно сделать из разглаженной соломки, наклеенной на детали, вырезанные из бумаги. Таким же способом сделать и ступни. Плетеные косички, пока солома в косичке еще влажная и неломкая, можно использовать для верха сапожек, пояска, воротника и манжет рубашки, накрутив их на фигурку.

Фигурки животных

Конь – наиболее популярный образ из всех тех, которые присутствуют в соломоплетении. Кажется, что сделать эту фигурку достаточно сложно. На самом деле сделать лошадку не так уж трудно.

...

Величина куклы обычно зависит от длины соломки, используемой для ее изготовления. Из одного пучка соломки чаще всего получается кукла высотой 15–20 см. Можно выбирать для поделки тонкую соломку или средней толщины, желательно без коленцев.

Главное – запастись терпением и проявить аккуратность. Проще всего плести лошадку из четырех пучков соломы. Этот пример можно взять за образец, а затем, опираясь на собственный вкус и фантазию, дополнить и разнообразить фигурку некоторыми деталями.

Лошадка

Вам потребуется

Четыре пучка соломы, прочные нити, лоскут ткани, острый нож, ножницы.

Ход работы

Перед плетением нужно вымочить соломку в теплой воде, чтобы она не ломалась при сгибании.

Из четырех пучков соломы два пучка должны быть длинные: один пойдет на изготовление шеи и передних ног, а второй – туловища и хвоста. Один пучок средней длины нужен для изготовления задних ног. Четвертый, самый короткий пучок, пойдет на изготовление головы. В начале работы все пучки надо согнуть пополам.

Маленький пучок, предназначенный для головы и согнутый пополам, пропустить под сгиб большого пучка. Несколькими витками ниток скрепить, туго обмотав, концы маленького пучка. Концы соломинок на краешке пучка подровнять – это будет морда лошадки. Несколькими витками ниток стянуть шею и концы передних ног лошадки. Пучки подровнять, срезав лишнюю солому. На задней части шеи сделать гриву. Для этого нужно между соломинами шеи просунуть маленькие пучки соломы. Туго стянуть их нитками и подровнять.

Готовую часть лошадки аккуратно подсунуть под сгиб третьего пучка соломы. Сначала закрепить шею, затем вложить между соломинами пучок средней длины – задние ноги лошадки. Теперь нужно закрепить несколькими витками ниток хвост лошадки.
Седло и глаза сделать из лоскута ткани. В качестве глаз можно вклеить и небольшие бусинки (рис. 38).

Рис. 38. Лошадка

Лошадка из трех частей

Вам потребуется
Три пучка соломы различной длины – два пучка примерно по 20–25 см и один 10–15 см длиной, несколько маленьких пучков, прочные нити, лоскут ткани, острый нож, ножницы.
Ход работы

Каркас лошадки можно сделать из трех пучков соломы: два длинных пучка нужны для изготовления головы, шеи, передних ног, а также туловища и хвоста. Пучок меньшего размера пойдет на изготовление задних ног. Еще некоторое количество соломы пойдет на формирование гривы и ушей лошадки.

Работу над лошадкой начать с изготовления закрытой головы: пучок длинной соломки туго перевязать в самом начале (шаг 1). Затем соломины ниже перевязки разделить пополам, обернуть ими оставшуюся внутри перевязанную верхушку пучка и перевязать пучок второй раз как можно ближе к краю (шаг 2). После этого отступить на некоторое расстояние и еще раз перевязать пучок – это будет морда лошадки.
Из четырех соломин нужно сплести ушки, прикрепить их перевязкой к голове (шаг 3), а из оставшихся концов соломы сделать челку (рис. 39–1).

Рис. 39–1. Формирование морды и ушей лошадки

Прикрепив уши, отогнуть пучок вниз под прямым углом (шаг 4) от второй перевязки для формирования шеи. Затем сделать гриву из 4–5 маленьких пучков соломки. Для этого шею обернуть этими пучками, перевязать их как можно ближе к шее прочной ниткой и постричь вдоль изгиба шеи (шаг 5). Далее можно перейти к формированию передних ног: отходящий от шеи пучок соломки разделить на две части (шаг 6). Каждый пучок перевязать два раза – внизу и на уровне коленного сустава (рис. 39–2).

Рис. 39–2. Оформление гривы и формирование передних ног лошадки

Далее перейти к изготовлению туловища лошадки, которое надо сделать из отдельного длинного пучка соломки, сложенного пополам. Место сгиба или среднюю часть этого пучка уложить поверх перевязки между шеей и передними ногами. Обернув концами пучка шею, сразу скрепить их перевязкой, которая должна как можно ближе примыкать к шее. Пучок, формирующий туловище, разделить на две неравные части, нижняя часть должна быть больше (шаг 7).

Для формирования задних ног согнуть пополам меньший по размерам пучок. Крепление задних ног к туловищу можно выполнить двумя способами. При креплении по первому способу сгибом небольшого пучка обернуть нижнюю часть пучка туловища на таком расстоянии от головы и шеи, чтобы соблюсти все пропорции фигурки. Двумя перевязками (перед задними ногами и сразу за ними) соединить верхнюю и нижнюю часть туловища (шаг 8). Затем выполнить на задних ногах такие же перевязки, как и на передних.

При креплении вторым способом просто перекинуть согнутый пополам пучок для ног через туловище и связать его внизу, под корпусом лошадки. Затем снова разделить этот пучок пополам и двумя перевязками сформировать из него ноги (шаг 9). На корпусе за местом крепления ног сделать перевязку для образования хвоста.
Хвост лошадки можно оставить в виде необработанного пучка или свить его жгутом. Можно перетянуть соломку хвоста в сыром виде прочными нитками, а затем распустить. Высохшая соломка сохранит красивую волнистость. Можно сделать хвост пышным и волнистым, для чего сначала осторожно расщепить влажные соломины и заплести их в косу. Подождать, пока они высохнут, затем расплести косу – выйдет завитой хвост (рис. 39–3).

Рис. 39–3. Формирование корпуса лошадки

При изготовлении лошадки можно сделать дополнительное украшение – вплести в хвост и гриву колоски, стебли, кисточки, все зависит от собственной фантазии.

...

При изготовлении кукол, игрушек и разных соломенных скульптур необходимо в определенных местах делать перевязки. Они должны быть очень тугими, тогда изделие получается красивым. Туго связанная соломка значительно сокращается в объеме. Отходящая от места перетяжки соломка делается похожей на веер, который можно красиво распушить.

По такому же принципу можно сделать многих других животных – баранов, волков, зубров или козлят. При изготовлении фигурок животных важно показать самые яркие, типичные особенности каждого животного.

Важно воспроизвести специфику строения частей его тела – головы, туловища. При этом не следует забывать о пропорциях, соотношении частей тела.

Наблюдая за животными, изучая главные особенности и закономерности построения фигурок из соломки, можно создать целую коллекцию животных и птиц.

Козлик

Вам потребуется

Один длинный и два небольших пучка соломки, бумага или мелкие бусинки, прочные нитки, спил с березы и чешуйки шишек ели, клей ПВА или «Универсальный», лак, острый нож, ножницы.

Ход работы

Перед началом работы надо вымочить соломку. Сначала перетянуть ниткой или тонкой проволокой большой пучок на уровне шеи будущего козлика. От короткой части пучка отделить 6 верхних соломин, сплести из них две косички – это будут рожки. Остальные соломины связать ближе к концу, конец пучка подровнять. Получившуюся голову козлика нагнуть вниз и зафиксировать, скрепив голову с шеей ниткой. Оставить в таком состоянии до тех пор, пока солома не высохнет.

Длинный конец пучка согнуть пополам так (шаг 1), чтобы его конец был на уровне шеи козлика. Отделить от него три верхние соломинки, сплести из них хвостик и немного приподнять его конец.
Маленькие пучки перетянуть у концов, согнуть в двух местах, приложить их по бокам (шаги 2–3) справа и слева от туловища (большой пучок, сложенный вдвое). Соединить ноги с туловищем, выполнив две перевязки: возле шеи и хвоста. Затем перетянуть ноги еще в двух местах. При желании можно прикрыть нитки полосками соломы, наклеенными сверху (рис. 40).

Рис. 40. Изготовление фигурки козлика

Глазки козлика можно вырезать из бумаги или из кожи и приклеить клеем ПВА, или сделать их из мелких бусинок. Спил дерева оклеить чешуйками шишки и укрепить на нем козлика при помощи клея. Готовое изделие покрыть лаком.

Ослик на проволочном каркасе

Вам потребуется

Соломка, проволока, пластилин или мелкие бусинки, прочные нитки, спил с березы и чешуйки шишек ели, клей ПВА или «Универсальный», лак, острый нож, ножницы.

Ход работы

Фигурки животных из соломы можно делать на проволочном каркасе. Из утолщенной гибкой проволоки нарезать четыре отрезка равной длины для изготовления передних и задних ног. Для головы, шеи и туловища нужна такая же проволока, но более длинная. Каждый отрезок согнуть пополам, скрепить с проволокой для корпуса. Сдвоенные концы проволочных ног соединить между собой. Готовый каркас обтянуть соломкой.

Для изготовления ослика размочить два толстых пучка соломы, один из которых должен быть в два раза длиннее другого. Соломины в каждом пучке должны быть одинаковой толщины. Короткий пучок соломы перевязать сверху, надеть на каркас (голову), перевязать его на месте шеи и опустить солому вниз, на передние ноги. Там, где обычно у козлика начинаются ноги, разделить солому на две части. Каждую ногу перевязать дважды: в самом низу и на месте колен.
Длинный пучок соломы сложить пополам и обернуть местом сгиба каркас туловища на груди животного. Этот пучок тоже нужно перевязать дважды: сразу же за передними ногами и в конце туловища. Оставшуюся часть пучка разделить на три части: одна из них должна быть тонкой, а две другие – одинаковыми и большими по толщине. Тонкую часть пучка заплести в косичку и приподнять сначала вверх, а потом опустить вниз – это будет хвост. Две другие части пучка соломы опустить на каркас задних ног и дважды перевязать, как и передние ноги, в самом низу и на месте колен. При желании можно прикрыть места перевязки пучков полосками соломы, наклеенными сверху. Глаза ослика сделать из темного пластилина или мелких бусин. Ушки из тонкой, сплетенной в две косички, соломки. Косички сложить пополам и вставить на место ушей (рис. 41).

Рис. 41. Ослик на проволочном каркасе

Фигурку ослика закрепить на спиле дерева, предварительно оклеив его чешуйками шишки. Готовое изделие можно покрыть лаком.

Олень на проволочном каркасе

Вам потребуется
Соломка, проволока, пластилин или мелкие бусинки, прочные нитки, спил с березы, чешуйки шишек ели, клей ПВА или «Универсальный», лак, острый нож, ножницы.
Ход работы

Оленя тоже можно сделать на проволочном каркасе. Для этого из утолщенной гибкой проволоки нарезать четыре отрезка равной длины для изготовления передних и задних ног, один длинный отрезок для головы, шеи и туловища.

Проволочные детали для ног согнуть пополам, скрепить с проволокой для корпуса, а затем их концы соединить между собой. Готовый каркас обтянуть соломкой.

Прежде всего надо сделать голову и шею, затем передние ноги. Для этого короткий пучок соломы сложить пополам, надеть его на переднюю часть каркаса, перевязать прочной ниткой сначала посередине шеи. Затем спустить солому вниз, чтобы получились передние ноги, обернуть ее вокруг каркаса и перевязать внизу и у основания сгиба.

Далее обтянуть соломой остальную часть каркаса. Небольшим пучком, сложенным пополам, обтянуть задние ноги и перевязать их внизу и наверху. Затем длинный пучок сложить пополам, сгиб наложить на переднюю часть каркаса – грудь, обернуть соломой и заднюю часть туловища в том месте, где происходит разделение на задние ноги и хвост. На корпусе сделать три перетяжки пучка: одну возле самой шеи, две другие впереди и позади задних ног. Конец пучка туго перетянуть, подровнять и распушить соломинки – получится хвостик.

Уши оленя сделать из небольшой плетеной косички, концы которой нужно смазать клеем и вставить на место. Глаза сделать из пластилина или вклеить на их место бусинки. Копыта оленя и все перетяжки обернуть разглаженной соломенной лентой.
Рога оленя можно сделать двумя способами. Более простой способ – это найти сухие веточки с изгибами. Смазать их концы клеем и вставить между соломой на голове. Другой способ достаточно сложен – рога надо сплести из соломки, вставляя в нужных местах маленькие плетеные веера (рис. 42).

Рис. 42. Олень на проволочном каркасе

Фигурки птиц

Птиц из соломы можно сделать несколькими способами, которые зависят от конструкции птицы.

В частности, они бывают подвесные, стоячие на двух или одной ноге-подставке.

Подвесные птицы легкие, воздушные и подвижные: они парят в воздухе, кружатся и переливаются золотым блеском. Эти птицы красивы и очень просты в изготовлении.

Однако чтобы птичка висела ровно, центр ее тяжести при изготовлении следует рассчитать так, чтобы он располагался в перевязке, которая соединяет хвост и крылья.

Воробей

Вам потребуется

Пучок соломки небольшого размера, кусок поролона или комок ваты, пластилин или мелкие бусинки, прочные нитки, клей ПВА, острый нож, ножницы.

Ход работы

Из поролона вырезать овальную деталь примерно того же размера, каким по замыслу должен быть воробей. Вместо поролона можно использовать и комок ваты. Пучок соломы по размерам должен быть немного длиннее заготовленной детали.

Пучок перевязать прочными нитками в самом верху, отступить примерно на 1 см и снова перевязать – это голова. После этого внутрь пучка поместить мягкую деталь и еще раз перевязать пучок уже под ней – это туловище. Клюв и глаза можно сделать из пластилина, или глаза сделать из бусинок, а клюв – из согнутой под углом соломинки.

Метод изготовления мелких деталей каждый выбирает сам.

Соломку на голове нужно смазать клеем и загладить назад. Низ туловища – хвостик – немного загнуть вверх и вперед.

Ласточка

Вам потребуется
Два пучка соломки небольшого размера, пластилин или мелкие бусинки, прочные нитки, клей ПВА, острый нож, ножницы.
Ход работы Длинный пучок соломы сложить пополам, отступить на 1 см и туго перевязать – получится голова (шаг 1). Небольшую соломинку продеть в центре сгиба через одну соломину, согнуть ее и склеить возле самого сгиба, а концы разъединить – это клюв. Затем вновь присоединить соломины к основному пучку и перевязать – это голова птицы. Перевязать пучок ниже снова, чтобы наметить шею (шаг 2). Затем оставшуюся часть пучка отогнуть (шаг 3) для туловища и хвоста (рис. 43–1).

Рис. 43–1. Формирование головы и туловища ласточки

Крылья сделать из второго пучка соломы: перевязать его посередине, концы срезать ножницами по косой линии – должна получиться деталь, похожая на трапецию. Крылья вставить в середину большого пучка – туловища прямо за головой птицы и вновь перевязать (шаг 1). Теперь нужно срезать углом хвост (шаг 2) и вклеить глаза из пластилина или бусинок. Ласточка готова (рис. 43–2)

Рис. 43–2. Формирование крыльев и хвоста ласточки

Подвесные птички

Вам потребуется
Два-три пучка соломки небольшого размера пластилин или мелкие бусинки, прочные нитки клей ПВА, острый нож, ножницы.
Ход работы Подвесную птицу можно сделать и еще одним способом. Голову и шею птицы сформировать так же, как и у ласточки. Крылья же делать или из одного длинного пучка соломы, или из двух небольших пучков. Если крылья делать из одного длинного пучка, то его нужно согнуть пополам, обернуть вокруг шеи (шаг 1) и отвести его концы в разные стороны. Закрепить крылья тугой перевязкой (шаг 2), выполненной прямо у шеи птицы (рис. 44).

Рис. 44. Формирование крыльев из одного длинного пучка соломы

Стоячие птицы

Вам потребуется
Два-три пучка соломки небольшого размера, пластилин или мелкие бусинки, прочные нитки, клей ПВА, острый нож, ножницы.
Ход работы Этих птиц можно сделать с двумя ногами или стоящими на одной ноге-подставке. Голову и шею птицы с двумя ногами надо сделать из пучка соломы способом, описанным в предыдущей поделке. Затем разделить пополам оставшуюся часть пучка для ног, перевязать их внизу и ровно обрезать (шаг 1). Второй пучок соломы согнуть посередине, уложить его поверх перевязки в месте разделения шеи и ног (шаг 2). Затем обе части хвоста соединить (шаг 3) в одно целое сразу за шеей и туго перевязать (рис. 45).

Рис. 45. Формирование птицы с двумя ногами

Птицу на подставке можно сделать так же, как и подвесную птицу из двух пучков соломы. Сначала сделать голову и шею, затем из отдельного пучка сделать крылья, обернуть их вокруг шеи птицы и развести в разные стороны (шаг 1).

Для скрепления фигурки поверх крыльев и хвоста обернуть небольшой пучок соломы и связать сразу под туловищем – получится нога-подставка (шаг 2). Затем перевязать этот пучок-подставку вторично, но уже внизу. Соломины на конце пучка подровнять, слегка отогнуть по направлению от центра и закрепить так, пока солома не высохнет.
Для большей устойчивости конструкции лучше приклеить к низу ножки картонный кружок (рис. 46).

Рис. 46. Формирование птицы на одной ноге-подставке

Полезные в быту предметы

Для создания круглых или овальных корзин довольно часто используют шаблоны, которые помогают сохранить пропорции изделия, выдержать его безупречную форму и необходимый размер, уменьшить волнистость прутьев. Некоторые мастера используют в этих целях жесткие рамы, прямоугольные, круглые и овальные формы. Другие применяют накладные обручи и рамки (бюгели), а кто-то обходится только лекалами (рис. 47).

Рис. 47. Шаблоны для плетения

Работу по изготовлению любой корзины начинают с определения формы и размера ее донышка, потому что именно от этой части корзины зависит ее форма и размер. Собственно виды корзин различают в зависимости от строения донышка: они могут быть круглыми или овальными, квадратными или прямоугольными.

Корзина с квадратным дном

Вам потребуется
2 гибких, но прочных прута для каркаса корзины, соломенные плетежки, длинные прочные соломенные ленты или стебли камыша в количестве, которое зависит от предполагаемых размеров изделия, острый нож, ножницы, шило-шнуровка, шаблон.
Ход работы

Плоскость дна корзины можно заполнять двумя способами:

– линейным плетением, сшивая заранее подготовленные плетеные косички из соломы;

– радиальным плетением, расширяя освоенное пространство по спирали от центра.

В первом варианте поверхность заплетается из центра, при этом соломкой по спирали оплетают прямые радиусы фиксированной длины. Во втором варианте применяют обратный способ: сама гибкая основа, которую оплетают соломой, изогнута спиралью. В качестве основы можно взять жгут, сплетенный или связанный из растительных волокон. Эти способы заполнения плоскости чаще всего используют в плетении для изготовления донышек различных поделок, круглых и эллиптических в плане. Переплетение выполняют по одному принципу, вне зависимости от числа концов или ветвей основы, их может быть четыре, шесть или восемь. Поместить в основание одновременно большее число ветвей затруднительно.
Если для корзины необходимо квадратное донышко, то перед началом работы следует изготовить каркас из двух прутьев одинаковой длины. Поскольку каркас позднее будет полностью оплетен соломкой, то его можно сделать из стеблей камыша, или проволоки, или любого другого материала. Прутья для каркаса нужно расположить под прямым углом один к другому и крепко связать. Затем привязать к полученной крестовине длинную соломенную ленту и последовательно обвивать ею стойки крестовины. Получив первую спираль квадрата, точно так же выполнить второй, третий и все остальные витки. К заканчивающейся соломине добавить новую, вставив новую соломинку тонкой частью в расщепленный конец предыдущей соломины тогда, когда предстоит сделать очередной поворот вокруг стойки или приклеив клеем перед поворотом вокруг прута. Новая соломина, огибая прут, плотно зажимает конец старой ленты. Плетение надо продолжать до того момента, как квадрат достигнет нужного размера. Завершив плетение, следует продеть конец ленты под соломину, расположенную на противоположной стороне квадрата. Различается плетение на внешней и внутренней сторонах квадрата. Из-за натяжения соломиной ребер квадрата он делается выпуклым. Но если высушить квадрат под прессом, он станет плоский (рис. 48).

Рис. 48. Изготовление квадратного донца для корзины

Если пруты достаточно длинные, то плетение можно продолжить на нужную высоту корзины, используя прием плетения «веревочкой». Этот прием заключается в том, что поперечными лентами (соломой или камышом) оплетают продольные стойки, одновременно переплетая их между собой. При плетении «веревочкой» словно свивают веревочку из соломин или стеблей камыша, плотно охватывая при этом ими каждый стояк (рис. 49).

Рис. 49. Простое плетение «веревочкой» в две соломины

Для того чтобы при плетении прутья-стояки не расходились, к ним нужно прикрепить обруч-шаблон, а стенки выплетать простым послойным плетением. Для получения прочного плетения на стенках корзины вставить дополнительные прутья из прочных соломин рядом со стойкой основы дна. Установленные стойки загибают под прямым углом и скрепляют несколькими рядами «веревочки» в два прута.

Если прутья, выбранные для каркаса донышка, коротки, то во время перехода к плетению стенок корзин надо прикрепить стойки корзины как продолжение радиуса. При квадратном или прямоугольном донышке прутья вставить в его торцевые стороны рядом со стойкой основы дна. Далее их так же оплетать, используя прием «веревочка». Стенки на нужную высоту выплетать простым послойным плетением. Возможно использовать и прием плетения «елочка».
Две «веревочки» можно сплести рядом, но в противоположных направлениях. Они образуют рисунок, похожий на елку, поэтому такой рисунок именно так и называется – «елочка» (рис. 50).

Рис. 50. Плетение «елочкой» в две соломины

В процессе плетения конец соломин следует заделывать, продергивая его специальным шилом-шнуровкой сквозь предыдущий виток и затем туго подтягивая (рис. 51).

Рис. 51. Заделка концов плетения

Шило-шнуровка продается в любом магазине спорттоваров. Однако его можно сделать своими руками:

– раскалить посередине вязальную спицу;

– медленно остудить металл;

– согнуть спицу пополам;
– соединить острые концы и вбить их в деревянную рукоятку.

...

Мастера плетения с давних пор сформировали множество приемов, каждый из них более всего подходит для плетения определенного вида изделий. Смысл всех приемов в одном: как простым и рациональным способом заполнить стеблями соломы значительные поверхности, чтобы изделие было надежно, прочно и красиво.

Не содержащий в себе ничего сложного, вид плетения «веревочкой» отличается высокой прочностью. Такого рода плетение часто применяют в месте перехода от донышка к стенкам корзины для их укрепления. Достаточно часто этим плетением заканчивают стенки, провязывая «веревочкой» прочный контур по самому верху. Этот способ плетения применяют также для соединения и скрепления элементов при ажурном плетении.

После того, как стенки корзины достигли нужной высоты, плетение следует завершить загибкой в три пары прутьев, при этом концы стояков с внутренней стороны загибать, проходя через один стояк (рис. 52).

Рис. 52. Вариант оформления края изделия

Обычно хозяйственные корзины изготовляют из ивовых прутьев, однако можно сплести достаточно прочную, легкую и удобную корзину из стеблей камыша.

Ручки готовой корзины оплести «отделочным» плетежком, применяя соломку или камыш.
Для улучшения эстетических характеристик корзины желательно использовать камышинки различных цветов и оттенков (рис. 53).

Рис. 53. Корзинка из камышовых стеблей

Для изготовления многоугольного каркаса в виде звездочки (шестиугольник, восьмиугольник) нужно взять крестовину с тремя и четырьмя пересекающимися прутами, чтобы получилось шесть или восемь лучей. Необходимое число прутов или достаточно жестких соломин расположить под нужным углом друг к другу и крепко связать прочной ниткой или бечевкой. К центру образовавшегося перекрестья привязать гибкую соломину или заготовленную косичку. Затем последовательно обвивать ею все ветви звездочки, продолжая плетение до образования донышка заданной величины круглой или овальной формы. Наращивание заканчивающейся соломины следует выполнять на очередном повороте вокруг любого радиуса. Новую соломину нужно подложить под конец старой, сделать при этом достаточно тугой виток вокруг «радиуса». Через некоторое время оставшийся кончик старой соломины появится на изнаночной стороне плетения, где его можно обрезать (рис. 54).

Рис. 54. Плетение звездочки в шесть концов

Корзина для бумаг

Вам потребуется
Гибкие прутья для каркаса, стебли камыша или плетеные заготовки из соломы (их количество зависит от предполагаемых размеров изделия), острый нож, ножницы, шило-шнуровка, шаблон.
Ход работы

Стойки такой корзины могут быть редкими. Будет вполне достаточно для нее 12–16 длинных стволиков камыша. В основании донышка корзины лежит «шахматная» плетенка 3×3 или 4×4 стебля, далее донышко можно выплетать простым плетением по спирали. Для получения прочного плетения на стенках корзины вставить дополнительные прутья из прочных соломин рядом со стойками основы дна.

В корзинах с круглым донышком прутья для стоек следует брать одинакового размера, их комлевые концы срезать наискось или застругивать по кругу. В круглых донышках боковые стойки ставить равномерно по всей окружности возле каждой стойки дна. Затем загнуть стойки под прямым углом и скрепить несколькими рядами «веревочки» в две соломины.
Начало бортика следует плести веревочкой, дальше вновь переходить к простому плетению. На некоторой высоте прекратить плетение, а стойки попарно перекрутить друг с другом. В этом месте выплести по всему периметру 1–2 витка «бантом». Этот прием, придающий стенкам ажурный вид, можно повторять несколько раз, чередуя его с простым плетением или плетением «веревочкой» (рис. 55).

Рис. 55. Отдельные детали плетения корзины для бумаг

Используя плетение «веревочкой», можно применить тип «веревочка» в три соломины. Для того чтобы ряды плетения непрерывно шли по спирали, нужно сделать нечетное число стоек. Только учитывать, что при плетении «веревочкой» или «елочкой» в три соломины вырастает в полтора раза расход материалов. Соответственно, изделия получаются более тяжелые, но и значительно прочнее (рис. 56).

Рис. 56. Плетение в три соломины: а) обычное плетение веревочкой; б) плетение «елочкой» в три соломины

Завершая плетение корзины, верх желательно провязать «веревочкой» в 2–3 ряда.

...

Прочные нитки удерживают соломинки и украшают поделку. С давних пор на Руси изготовляли ритуальные куклы с красной ниткой. Однако можно создавать кукол из соломы в рустикальном стиле, используя для перевязки нитки природного соломенного цвета. В этих же целях применяют тесьму или окрашенную соломку.

Затем нужно аккуратно заделать борта, просовывая конец каждой стойки в плетево рядом с соседней стойкой при помощи шила-шнуровки. Здесь концы обрезают (рис. 57).

Рис. 57. Корзина для бумаг

По такой же технологии, варьируя форму и размеры, можно плести разнообразные конфетницы, сухарницы и хлебницы. При этом выплетать некоторое число первых рядов боковой стенки «веревочкой». Затем поочередно выполнять их простым и ажурным плетением – через 6–8 рядов простого плетения рекомендуется проплетать 2–3 ряда «веревочкой». Но не рекомендуется приступать к плетению ажурной каймы слишком низко. Уплотненную кромку таких изделий надо сплести «веревочкой» или «елочкой», а затем заделать в нее концы стоек, где их можно обрезать. Оформление верхнего края изделий выполнить, используя различные варианты заделки концов, которые весьма многообразны (рис. 58).

Рис. 58. Варианты краевых бордюров для различных изделий из камыша или соломки

Создавая разнообразные хлебницы и сухарницы, следует не забывать о необходимости их регулярной очистки от крошек. Крошки, забиваясь в трещинки и щели, могут вызвать появление тараканов в доме. Поэтому все использованные в этих поделках стебли камыша, рогоза или аира не должны иметь трещин. Кроме того, такие изделия желательно покрывать лаком, который устраняет потенциальные трещины в материале и скрывает неплотное плетение.

Кашпо

Вам потребуется
14–16 побегов камыша или жестких соломин для каркаса, соломенные плетежки, длинные прочные соломенные ленты или стебли камыша в достаточном количестве, которое зависит от предполагаемых размеров изделия, острый нож, ножницы, шило-шнуровка, шаблон.
Ход работы

Донце кашпо нельзя выполнять способами, описанными ранее, поскольку в нем должно иметься отверстие для стока воды. Для того чтобы выплести донышко цветочного кашпо, надо 14–16 побегов камыша разложить по радиусам. Затем переплести их концы 2–3-мя рядами «веревочки».
Все последующие ряды донца можно выполнять простым послойным плетением. В тот момент, когда нужно будет выплетать основание стенок, придется снова применить плетение «веревочкой». Удобнее всего выполнять плетение кашпо прямо на том горшке, на котором его предполагается установить (рис. 59).

Рис. 59. Изготовление цветочного кашпо: а) донышко кашпо; б) начало плетения и общий вид; в) вид сбоку

Стакан для ручек в форме конуса

Вазы для цветов, кашпо, или подставки для карандашей, или другие подобные предметы представляют собой не рядовые бытовые вещи – это объекты украшения интерьера. Соответственно, к ним предъявляют более высокие эстетические требования, в частности: геометрически правильные формы, точный выбор пропорций, безупречность плетения и высокое качество материала.

Вам потребуется Деревянный брусок, отборная солома или стебли камыша, болванка-шаблон, электродрель, острый нож, ножницы.

Ход работы

Для устойчивости донышко стакана лучше сделать из деревянного бруска, в просверленные отверстия которого вставить камышинки основы. Правильную форму стакана в виде конуса можно получить в результате применения болванки-шаблона.

Возле самого основания стакана плести следует «веревочкой» в два или даже в три конца. В ходе дальнейшей работы возможно чередовать сплошное и решетчатое плетение. Если предполагается сделать стакан, который существенно расширяется кверху, то в ходе плетения по мере увеличения диаметра надо присоединить дополнительные стояки.
Плести стакан на нужную высоту, в самом конце работы над изделием вновь заплести «веревочку» для придания ему прочности. Завершающим действием станет плетение бордюра (рис. 60).

Рис. 60. Стакан для ручек в форме конуса

Емкости для хранения продуктов
Интересные емкости для хранения различных продуктов получатся, если оплести бутылку или баллон камышом либо соломкой. Когда-то это был почти единственный способ защитить от ударов стеклянную посуду. Во многих романах XVII–XIX вв. упоминается «бутыль доброго вина, оплетенная соломой». Потом эти традиции забылись, хотя оплести бутылку относительно легко и просто.
Вам потребуется Стеклянные емкости, солома или стебли камыша, веревка из натурального сырья, изогнутый ивовый прут, острый нож, ножницы, шило-шнуровка.

Ход работы

Легкие и пористые стебли камыша послужат надежной теплоизоляцией, длительное время сохраняя прохладу напитка даже в жаркий день.

Донышко оплеток бутылей сплести из стеблей камыша в шахматном порядке, а их выступающие концы послужат стойками стенок. При необходимости после окончания работы над донышком можно добавить дополнительные стойки рядом с прежними.

Затем бутыль поставить на донышко, поднять стойки вдоль стенок бутылки и оплетать все стойки поочередно стеблями соломы или камышом, укладывая их достаточно плотными рядами. В середине плетения 1–2 ряда для прочности провязать «веревочкой».
При оплетении бутыли можно прикрепить к ней ручку. Для этого надо вплести в оплетку должным образом изогнутый ивовый прут. Для прочности прут вверху обернуть вокруг горлышка бутыли, прочно закрепить шпагатом. Внизу прут вплести в «веревочку», которая идет вдоль основания донышка, по верху его можно оплести отделочной плетеной лентой.

...

Варьируя размер плетеных квадратов, их количество в основании и на стенках, применяя выпуклые квадраты-пирамиды, изменяя толщину витой плетенки и количество ее рядов в основании, на крышке и стенках, получают оригинальные плетеные изделия.

Количество стоек в оплетке можно не менять до того момента, пока стенки бутыли сохраняют вертикальность. После того как бутыль начинает сужаться, следует постепенно убирать стойки одну за другой. Их надо аккуратно срезать так, чтобы плетение по-прежнему оставалось тесно прижатым к горлышку бутылки. Возле самого горлышка бутыли стоек должно остаться совсем немного. Далее провязать 2–3 ряда «веревочки», затем в ее толщу заделать стойки с помощью шнуровального шила (рис. 61).

Рис. 61. Оплетение стеклянной бутыли камышом: а) оплетка донышка бутыли; б) оплетка стенок

Таким же способом возможно оплести разнообразные баллоны и банки. Однако чем больше оплетаемое стеклянное изделие, тем толще и прочнее следует выбирать стебли камыша для оплетки. В некоторых случаях имеет смысл вводить в конструкцию плетения веревку из натуральных волокон, увеличивающую его прочность. Оплетая тяжелые емкости, следует чаще включать в рисунок, наряду с обычным послойным плетением, виды плетения типа «веревочка» или «елочка» в 2 или 3 соломины. При обработке тяжелых емкостей можно увеличивать количество стоек, сокращая между ними расстояние. Оплетая десятилитровый баллон, нужно помнить о необходимости монтажа ручек, для которых следует предусмотреть самостоятельные элементы силового крепления (рис. 62).

Рис. 62. Баллон, оплетенный камышом

Плетеные тапочки из соломы или камыша

Вам потребуется
Отборная солома или стебли камыша, гибкий прут или проволока, красивый крученый шнурок длиной примерно 1,5–2 м, бумага, простой карандаш, острый нож, ножницы.
Ход работы

Сначала снять выкройку подошвы: на подстеленную бумагу поставить ногу и очертить простым карандашом ее контуры. Затем по высоте большого пальца добавить возле самого носка округлую линию, чтобы сделать выкройку одинаковой с обеих сторон.
Проволоку изогнуть по форме контуров выкройки для создания каркаса. Затем способом плетения «веревочка» провязать подошвы. Шнурок продеть в нужных местах под петли плетения, концы его вывести на изнанку в области пятки и связать узелком (рис. 63).

Рис. 63. Плетеные тапочки из соломы или камыша: а) построение выкройки; б) готовые тапочки

Соломенный лоток

Вам потребуется
Солома, плотный картон, прочная гибкая проволока, прочные нитки в тон соломки, универсальный клей ПВА, металлическая игла, острый нож, ножницы.
Ход работы

Для изготовления лотка нужно запасти из соломин крутой витой жгут и разглаженные пластины из соломенных лент. Для донышка лотка переплести способом «шахматка» пластины из соломенных лент в виде двух прямоугольных деталей. Затем прямоугольники наклеить на картон и высушить под прессом. После этого из полученной заготовки вырезать донышко нужной формы.

Отдельно сплести в 4 соломины плетенку «зубатка» для заделки края донышка с нижней стороны.

Плетенку нужно выложить по краю донышка так, чтобы она на половину своей ширины выступала наружу. Скрепив предварительно всю конструкцию булавками, концы плетенки сшить внахлест.

Бортики лотка изготовить из витого шнура, сплетенного из 5 соломин. Нижний бортик должен иметь каркас из проволоки, равный по длине периметру донышка. Шнур для нижнего донышка нужно приготовить длиннее.
Верхний бортик выгнуть из проволоки по форме донышка, из другого шнура сделать форму для нижнего бортика-подставки. Затем состыковать концы каждого из плетеных шнуров, заправить концы каркаса и рабочих соломин внутрь, прочно закрепить их нитками и клеем.

...

Работа над соломенной скульптурой всегда начинается с изготовления из пучков соломки или проволоки основы фигуры – каркаса. Затем каркас оплетают соломкой, фигурке придают какие-либо черты характера или наряжают в плетеные одежды.

Собирая лоток, следует уложить меньший по размеру бортик поверх донышка так, чтобы его наружный край совпадал с краем «зубатки». Прикрепить его к донышку булавками. Нижний бортик лотка уложить так, чтобы он совпадал с донышком по длинным сторонам, но равномерно выступая с коротких сторон наружу. Также прикрепить его к донышку булавками.

Бортики (верхний и нижний) следует сшивать одновременно. При сшивании лотка следует протягивать иглу между соломинами витой плетенки так, чтобы нитка ложилась на каркас и не была видна сверху. Когда все детали будут сшиты, нужно отогнуть вверх выступающие части нижнего бортика – они образуют ручки лотка (рис. 64).

Рис. 64. Соломенный лоток

Подобным способом можно изготовить соломенные блюда, подносы различных форм и размеров, посадить их на прямоугольное, круглое или овальное основание. Единственное условие – чем больше размер изделия, тем толще должен быть витой шнур на бортиках.

Салфетка-подставка

Вам потребуется
Солома, прочные нитки в тон соломки, металлическая игла, портновские булавки с колечками, острый нож, ножницы.
Ход работы

В основе данного изделия лежит шахматное плетение. Из заготовки нужно вырезать два одинаковых круга, а затем соединить их друг с другом матовыми сторонами. Края салфетки обработать плоской плетенкой «зубаткой» из 4-х соломин. Плетенку разрезать на две равные части, каждую часть сшить в кольцо, равное окружности салфетки.

Кольца из «зубатки» следует накладывать на салфетку так, чтобы зубчики плетенки немного выступали за ее край. Все детали салфетки сколоть булавками и сшить нитками в тон соломки, укладывая стежки параллельно соломинам в «зубатке». Можно также прятать стежки под переплетение соломин.
Подобным способом изготавливают салфетки квадратной, овальной или прямоугольной формы. В работе используют переплетение цветной окрашенной и натуральной соломки, что придает особо декоративный вид изделию.

Сувениры

Настенное украшение

Этот пышный венок из перекати-поля добавит в интерьер кухни, столовой или прихожей романтическую деревенскую нотку.

Вам потребуется Свежее растение качим метельчатый (перекати-поле), готовый венок из соломы диаметром 20 см или проволока, солома, непригодная для плетения, прочные нитки, тонкая цветочная проволока, кусачки, ножницы, сизалевая веревка.

Ход работы

В готовом виде венок имеет диаметр около 26 см. Для работы можно взять готовый соломенный венок или сплести его самостоятельно. Вместо проволоки в качестве основы использовать предварительно замоченную лозу. Проволоку замкнуть в кольцо диаметром 20–22 см, концы соединить и связать нитками, не обрезая концы нитей.

Они нужны для крепления вокруг проволоки пучков замоченной соломы, которую следует привязывать как можно равномернее. Накладывая каждый новый пучок, делать небольшой заход на предыдущий. Уложенные пучки прочно привязывать к проволочному кольцу.

Перекати-поле нужно привязать тонкой проволокой к венку-основе из соломы пока растение еще свежее. Когда оно высохнет, венок будет смотреться еще эффектнее.

Для составления композиции зонтики цветков отделить от стеблей растения, составить из них букетики и обмотать их концы проволокой. Готовые букетики прикрепить проволокой к соломенному венку, располагая их с небольшим заходом один на другой, так, как укладывают черепицу на крыше.

Букетики располагать впритык друг к другу, поскольку со временем растения в значительной степени усохнут, но даже после их высыхания венок должен остаться пышным.
Расположив все букетики по окружности венка, место стыка замаскировать, срастив зонтики цветков. Для подвешивания с обратной стороны венка закрепить грубую сизалевую веревку, которая более всего соответствует стилю такого венка (рис. 65).

Рис. 65. Настенное украшение – пышный венок из перекати-поля

Ароматический декоративный венок
Эту композицию на основе венка из соломы легко составить из разнообразной душистой зелени в сочетании с засушенными яркими цветами-аксессуарами. С травами и пряностями можно сочетать красивоплодник с гибкими веточками и очень эффектными плодами с фиолетовым оттенком, синеголовник, чертополох.
Вам потребуется Пучки соломы, не подходящие для плетения, различные душистые травы, ветки синеголовника или чертополоха, ягоды красивоплодника или шиповника, проволока или прутья лозы длиной около 120 см, прочные нитки под цвет соломки, клей ПВА, широкая лента.

Ход работы

Из проволоки или замоченной лозы скрутить кольцо, скрепить его нитками и обернуть пучками соломы. Накладывая каждый новый пучок, сделать маленький заход на предыдущий пучок. Уложенные пучки прочно привязать нитками к проволочному кольцу.

Разнообразные душистые травы: душицу, зеленый анис, лаванду, розмарин, тимьян, фенхель или чабер связать тонкой проволочкой в небольшие пучки и разместить произвольно на соломенной основе, создавая плотную ароматическую подушку.

Тонким кольцом пустить сверху побеги синеголовника или чертополоха с цветками, прикрепляя их проволокой. Ягоды красивоплодника или шиповника, расположенные по бокам, станут достойным украшением венка, их можно приклеить клеем ПВА.

При желании в столь спокойную аранжировку отлично впишутся шелковые ленты, нитки жемчуга или крупных бусинок, которые симметрично пропускают вокруг соломенной основы.
Для подвески прикрепить к венку шелковую ленту в тон основного цвета композиции, предварительно завязав из нее красивый бант (рис. 66).

Рис. 66. Ароматический декоративный венок

Флористическая пейзажная композиция
Флористические пейзажные композиции приобретают все большую популярность, вероятно потому, что человек, мобилизовав всю фантазию и творческие способности, стремится создать свой уголок природы. Создавая мини-пейзаж по своему вкусу, он реализует извечное стремление творить. Пейзажную композицию из соломы можно составить на сухой вазе: на подносе или черном стекле, поскольку черный цвет имитирует глубокую воду. Можно также использовать окантованный низким плетнем, частоколом кусок фанеры или толстого картона. Мини-пейзаж – это объемная картина, для придания ей естественности необходимо создать перспективу, лучше всего развернуть композицию по диагонали.
Вам потребуется Ваза неправильной формы неярких оттенков: зеленого, коричневого или черного, солома пшеницы или ржи, не слишком гибкий прут длиной 60–70 см, нитки, клей ПВХ, кисть для клея, острый нож, ножницы.

Ход работы

При подготовке соломки освободить ее острым ножом от узлов и рассортировать по длине и толщине. В результате обработки соломки получится четыре участка стебля, которые можно будет использовать в работе.

Для создания тычинок будущего цветка нарезать четвертый участок соломки на отрезки по 10–12 см длиной. С помощью ниток, предварительно промазанных клеем ПВХ, прикрепить тычинки к узкому концу заранее заготовленного деревянного прута.

Лепестки цветка можно создать несколькими способами.
Способ первый. Разрезать соломку на участках 2 и 3 ножом в продольном направлении. Распрямить соломку при помощи ножа, помогая себе большим и указательным пальцами руки. Начиная формировать лепестки, укладывать их ярусом друг за другом, как цветок хризантемы, и крепить их к стволу в области крепления тычинок (рис. 67–2).

Рис. 67–2. Заготовка цветка по первому способу

Способ второй – это плетение лепестков из 4–6 заранее распаренных соломин (аналогично тому, как плетется косичка). В конце работы связать оставшиеся соломины нитью. Если в ходе работы соломина закончится, нужно аккуратно подрезать ее конец, вставить в него следующую соломину и продолжить плетение (рис. 67–3).

Рис. 67–3. Лепестки, сплетенные из распаренной соломки, или создание цветка по второму способу

Для плетения стебля взять заранее распаренную в теплой воде соломку от участков 3 и 4. Соломку замочить на 15 мин, затем обернуть во влажную ткань на несколько часов. При помощи нити зафиксировать для плетения «колбаски» из 6–7 распаренных соломинок в области крепления лепестков. Переплетать их, накладывая друг на друга так, как плетут объемную витую плетенку (колокольчик для венка). Заканчивающуюся соломину аккуратно подрезать, вставляя в ее конец следующую соломину, и продолжать плетение. В итоге получится элемент ствола будущего цветка (рис. 67–4).

Рис. 67–4. Плетение стебля для цветка

Продолжая составлять композицию, можно сделать цветок с одним пышным ярусом (как цветок хризантемы) или довести количество ярусов на стебле до трех. В плетеный стебель последнего яруса можно добавить листик, сделанный из двух переплетенных между собой соломинок и связанных в конце нитью. К стеблю цветка прикрепить по желанию один или два листика (рис. 67–5).

Рис. 67–5. Листик, вплетенный в стебель цветка

В итоге получается нужное число цветков (рис. 67–6). Дополнить цветочную композицию можно камышом, который плетется почти так же, как и стебель цветка. Разница состоит в том, что соломку надо перегнуть сверху на 1 см. Для этого прикрепить к пруту с помощью нити и клея ПВА 5–6 соломин, затем отогнуть на 1 см вниз, после этого начинать плетение «колбаски».

...

Из заранее подготовленных плетежек делают разные украшения: браслеты или ободки для волос, а также шнуры, используемые при сборке изделий из соломки. Готовые плетежки можно использовать в качестве отдельных деталей других изделий. Начинать лучше с небольших плетежков без удлинения, используя сплетенную полоску как закладку в книге.

Сплетенный камыш можно украсить листиками (рис. 67–6).

Рис. 67–6. Части композиции: готовые цветки и камыш

Для большего зрительного эффекта желательно собирать цветы, листья и прочие детали композиции из соломки разнообразных оттенков. Заготовив нужное число различных элементов, собрать композицию воедино, расставляя цветы так, чтобы получилась заданная форма букета (рис. 67–7).

Рис. 67–7. Готовая флористическая пейзажная композиция

Елочные украшения

Из соломки культурных или дикорастущих злаков: ржи, пшеницы, тимофеевки, мятлика можно сделать разнообразные изящные украшения для новогодней елки.

Елочная игрушка «Круглый соломенный фонарик»

Вам потребуется

Соломенные полоски на бумажной основе, трубочки-соломинки, клейкая цветная бумага, бусинки разного размера, нитки, иголка, простой карандаш, линейка, шило, ножницы.

Ход работы

Все гениальные идеи часто просты и красивы, но их нужно осуществлять по всем правилам. Соломенную ленту, предварительно наклеенную на бумагу, разрезать на полоски шириной 1 см. Такими же полосками, разметив по линейке, нарезать клейкую цветную бумагу. Затем наклеить цветную бумагу на изнаночную сторону соломенных полосок. В центре и на концах полосок шилом проколоть дырки. Из квадрата цветной бумаги вырезать круг произвольного диаметра, разрезать его до центра, свернуть конус и склеить по шву.

Для одного фонарика нарезать из соломенных трубочек два отрезка длиной по 2 см. Соломенные полоски, наклеенные на цветную бумагу, закрутить при помощи ножниц. Теперь можно приступить к сборке фонарика.

Вдев нитку в иголку, сначала нанизать мелкую бусинку и завязать оба конца нитки. Затем нанизать поочередно большую бусину и конус вершиной вниз, к бусине. Далее нанизать 3 склеенные полоски соломкой вниз, к конусу. Нанизать поочередно трубочку-соломинку, крупную бусинку, трубочку-соломинку, концы полосок. Затем нанизать большую бусину, опять маленькую бусинку.
Нитку разрезать, вытянуть один ее конец под маленькой бусинкой и завязать нить на два узла. Один конец нитки обрезать. Соломины распределить по кругу (рис. 68).

Рис. 68. Елочная игрушка «Круглый соломенный фонарик»

Елочная игрушка «Фея»

Вам потребуется
Цельная соломка, прочные нитки в тон соломки, тонкий шнурок красного цвета, острый нож, ножницы.
Ход работы Сначала из длинного пучка соломы нужно сделать «закрытую голову» феи. Для этого туго перевязать прочными нитками верхушку пучка, разделить оставшуюся часть пополам, поднять ее вверх так, чтобы перевязанная верхушка осталась внутри. Крепко сжать отогнутый пучок руками, еще раз перевязать его прочными нитками примерно там, где заканчивается «скрытая» верхушка. Перевернуть заготовку на 180°, чтобы голова была наверху.

...

Солому для любого плетения за 3–4 ч до работы нужно размочить в холодной воде, а солому давнего сбора лучше пропарить. Перед работой солому вынуть из воды, стряхнуть, разложить тонким слоем на газете и закатать.

Отдельно из пучка соломки средней длины сделать руки, связав его посередине и на концах. Основной пучок (туловище феи) разделить на две части, вставить руки так, чтобы обе выступающие части имели одинаковую длину. Подвинуть руки вверх к шее (жгут, отделяющий голову), перевязать основной пучок в области талии. Для прочности все перевязки можно сделать нитками в цвет соломки. Сверху эти перевязки прикрыть нитками или шнурком красного цвета. Из него сделать бантик к прическе феи и петлю для подвески игрушки на елку. Теперь нужно распушить все соломины и повесить игрушку на елку (рис. 69).

Рис. 69. Елочная игрушка «Фея»

Елочная игрушка «Ангелочек»

Вам потребуется
Цельная соломка, небольшой кусок разглаженной соломенной ленты, прочные нитки в тон соломки, тонкий шнурок красного цвета, клей ПВА, тонкая кисточка для клея, острый нож, ножницы.
Ход работы

Сначала из длинного пучка соломы сделать «закрытую голову» ангелочка так же, как до того была сделана голова феи.

Отдельно из длинного пучка соломки сделать руки, сплетя из него неплотную косичку. Затем связать косичку посередине и на концах. Основной пучок (туловище феи) разделить на две части, вставить руки так, чтобы обе выступающие части имели одинаковую длину. Подвинуть руки вверх к шее (жгут, отделяющий голову), перевязать основной пучок в области талии. Поднять руки ангела вверх и временно зафиксировать их, привязав к шее, оставить в таком состоянии, пока не высохнет солома.

Для прочности все перевязки сделать нитками в цвет соломки. Из разглаженной соломенной ленты вырезать полоску для нимба, закрутить ее при помощи ножниц. Концы нимба склеить и прикрепить его также клеем к голове ангелочка. Из второго отрезка сделать воротник, склеив его концы, опять же клеем прикрепить его к шее ангелочка.

Ручки ангелочка связать вместе шнурком красного цвета, можно вставить в перевязку свечу, сделанную из соломенной трубочки.
Из небольшого пучка соломки сделать крылья ангела, прочно перевязав пучок в середине. Соломку на концах пучка широко развести в стороны. Приклеить крылья на спину ангела. Сверху прикрыть место крепления шнурком красного цвета так, чтобы и на груди, и на спине образовалось перекрестье из шнурка. Концы шнурка опустить свободно вниз, как пояс к одеянию ангелочка. Из него же сделать петлю для подвески игрушки на елку. Теперь нужно распушить все соломины по низу одеяния ангела и повесить игрушку на елку (рис. 70).

Рис. 70. Елочная игрушка «Ангелочек»

Елочное украшение «Подвесная люстра из соломки»

Вам потребуется

Цельная соломка, прочные нитки в тон соломки, тонкий шнурок красного цвета, простой карандаш, линейка, острый нож, ножницы.

Ход работы Отрезать три соломины одинаковой длины, продеть через них нитку и связать ее концы так, чтобы получился равносторонний треугольник – это основа конструкции. Всего изготовить для одного украшения четыре таких треугольника.

...

Изготовление декоративных венков из соломы, украшенных пышными экспозициями из замечательных даров осени, – сравнительно новый вид домашнего рукоделия, уже приобретший большое число поклонников.

Две пары треугольников связать вершинами, а затем связать обе пары в точках основания так, чтобы вышел многогранник. Прикрепить к вершине петлю для подвески.

Можно увеличить в многограннике число граней или покрасить соломку в яркий цвет, это добавит украшению оригинальности.

Кстати, освоить изготовление подобных елочных украшений можно, потренировавшись на пластиковых соломинках для коктейля.

Елочные украшения из плетеных квадратиков

Вам потребуется

Цельная соломка, две жесткие соломины для одного украшения, прочные нитки в тон соломки, тонкий шнурок красного цвета, острый нож, ножницы, линейка.

Ход работы

Плетение квадрата можно выполнить радиальным плетением, расширяя освоенное пространство по спирали от центра.

Для начала работы следует изготовить каркас из двух жестких соломин одинаковой длины, которые позднее будут полностью оплетены соломкой.

Соломины для каркаса расположить под прямым углом одну к другой и крепко связать. Затем к полученной крестовине привязать длинную соломенную ленту и последовательно обвивать ею стойки крестовины. Получив первую спираль квадрата, точно так же нужно выполнить второй, третий и все остальные витки.
К заканчивающейся соломине добавить новую, вставив новую соломинку тонкой частью в расщепленный конец предыдущей соломины тогда, когда предстоит сделать очередной поворот вокруг стойки или приклеив клеем перед поворотом вокруг прута. Новая соломина, огибая прут, плотно зажимает конец старой ленты (рис. 71–1).

Рис. 71–1. Схема плетения квадрата для елочного украшения

Плетение продолжить до того момента, как квадрат достигнет нужного размера. Завершив плетение, следует продеть конец ленты под соломину, расположенную на противоположной стороне квадрата. Квадрат, сплетенный из соломы двух цветов, расположенных в определенном порядке, выявляет естественную красоту соломки, создает особый ритм. Плетение при этом выглядит элегантнее, но надо строго следить, чтобы добавляемые соломины были требуемого оттенка. При плетении возникает сильное натяжение на ребрах квадрата, он делается выпуклым. Но если высушить квадрат под прессом, он станет плоский.

...

Декоративные венки из соломки, дополненные композициями из листьев, цветов и ягод, обладающие незамысловатой простотой и элегантностью круглых форм, вносят праздничное настроение в убранство квартиры.

Готовый квадрат снабдить петлей из красного шнурка (рис. 71–2, а).

Можно сплести два одинаковых по размеру квадрата, сложить их вместе изнаночными сторонами и скрепить так, чтобы получился восьмиугольник. Затем прикрепить к нему петлю из цветного шнурка (рис. 71–2, б).

Рис. 71–2. Елочные украшения из плетеных квадратиков: а) простой квадратик на петле; б) сдвоенный квадрат – восьмиугольник

Бижутерия

Соломку с незапамятных времен используют для создания различных украшений и дополнений к одежде. Из нее можно сплести бусы, цепочки, браслеты, украшения для волос, пояса.

Обруч

Вам потребуется

Цельная соломка трубочками разной толщины, прочные нитки, относительно толстая, но гибкая проволока, универсальный клей ПВА, острый нож, ножницы.

Ход работы Красивый обруч из соломки – дело не такое уж сложное. Его нужно плести на каркасе из проволоки для того, чтобы иметь возможность фиксации его формы. Для начала согнуть проволоку в виде подковы, нарастить ее толщину увлажненной соломкой, переплетенной нитками. Середину каркаса можно сделать более толстой, тогда обруч получится сужающимся к краям. По завершении этого этапа работы нужно просушить каркас.

...

Декоративные венки из соломы осенью традиционно делают сборными, сочетая разные плоды и цветы. Но можно создать и более оригинальные композиции, дополнив соломку только одной группой осенних даров, к примеру, выбрать восхитительные розы.

Для выполнения оплетки нужно привязать к концу каркаса 5 соломин, первой перевязкой закрепить их на каркасе, а вторую перевязку сделать за его окончанием. При этом длинные части соломин должны свисать вниз от каркаса. Обруч оплести витой плетенкой из пяти соломин (схема выполнения плетенки на рисунке 90–1 в подразделе «Елочные украшения»). Когда соломинка заканчивается, то сначала нужно наращивать плетение более тонкими соломинками. Ближе к середине обруча следует брать более толстые соломинки. Плетенку нужно расширять в середине и сужать к концам обруча, на его концах свести плетение на нет. В последнем ряду соломины стянуть так, чтобы они сомкнулись. Концы соломин обрезать, оставив 2–3 см, которые следует заправить внутрь обруча. Для большей надежности концы лучше закрепить клеем ПВА.

Соломенные бусы

Из бусин, каждая из которых имеет несколько граней, своеобразно играющих солнечным светом и создающих блики, можно сделать красивое украшение. Оно будет хорошо сочетаться с летней одеждой.

Вам потребуется Разглаженные соломенные ленты, прочные нитки, универсальный клей ПВА, иголка, острый нож, ножницы.

Ход работы

Желательно сначала потренироваться на полоске бумаги, прежде чем приступать к изготовлению бусины из соломенной ленты. Для освоения методики нужна бумажная лента в 1 см шириной и 15 см длиной. Полоску согнуть семь раз на квадратики, пронумеровать их цифрами от 1 до 7 слева направо. Двумя первыми квадратиками, придерживая их левой рукой, сложить треугольник. Правой рукой, совмещая под прямым углом верхнюю сторону квадрата 3 с верхней стороной квадрата 2, перегнуть ленту по месту сгиба и наложить квадрат 4 на квадрат 1. Фигуру повернуть к себе и уложить квадрат 5 на квадрат 2, затем квадрат 6 – на квадрат 3, а квадрат 7 – на квадрат 4.

Для изготовления бусин нужна соломенная лента шириной 8–10 мм. В начале работы увлажненную соломенную ленту повернуть к себе матовой стороной. С правой стороны отогнуть квадрат так, чтобы соломка повернулась лицевой стороной. Обернуть квадратик лентой еще 7–8 раз для того, чтобы разметить ленту. При этом нужно твердо прижимать пальцами места сгибов.

Два правых квадрата отогнуть глянцевой стороной так, чтобы они совпали с двумя матовыми квадратами. Затем повернуть большим и указательным пальцами правой руки крайний от себя уголок. При этом так подогнуть первый квадратик, чтобы он своей глянцевой стороной совместился с матовой стороной четвертого квадратика на полоске.

Левой рукой придерживать образовавшиеся квадратики, а правой рукой взять уголок получившегося «капюшона» и, отгибая его от себя, накрыть им совмещенные квадраты. В результате всех этих действий должна получиться пирамида с двумя гранями.

Взять пирамиду за углы основания и перевернуть ее на следующий квадрат так, чтобы с ним совпала квадратная сторона пирамиды. Подобным образом снова опрокинуть пирамидку уже на следующий квадрат. Когда все сделано правильно, соломенная лента будет складываться в бусину сама собой. Бусину нужно обвернуть подобным образом несколько раз. В завершение срезать конец полоски на угол, продеть его под одну из сторон бусины, подтянуть и обрезать вровень с краем.

Для получения более крупных бусин следует брать широкие соломенные ленты – шире лента, крупнее бусина. Для изготовления бус одного размера нужны ленты одинаковой ширины. Если предполагается сделать для украшения разновеликие бусы, соответственно, нужно приготовить ленты различной ширины.

Соломенное ожерелье изготовляют из отдельных бусин, нанизывая их на нить, которая проводится через углы при помощи иголки. Ожерелье следует делать такой длины, чтобы оно свободно проходило через голову. Для такого ожерелья понадобится примерно 50 бусин. Простую нитку бус можно составить из бусин одинакового размера, отделяя одну от другой узелками или иными мелкими деталями.

Составляя сложное соломенное ожерелье, можно нанизывать на нитку бусины различного размера, чередуя их согласно своему замыслу. При желании можно вплести в бусы и другие декоративные элементы на свой вкус. Оригинальный вид будет иметь украшение, бусины которого выполнены из соломенных лент различных натуральных оттенков. Интересно будет выглядеть украшение, составленное из бусин, которые окрашены красителями в два (и более) разных цвета.

Кстати, из соломенных бусин можно составить не только женское ожерелье. Их можно использовать и для дополнения к елочным украшениям.

Бусы из стебельков растений

Вам потребуется
Тонкие прямые стебли соломы, пилка с мелкими зубьями, капроновая нить, гуашевые краски, кисточка, прозрачный лак, шило, ножницы.
Ход работы

При изготовлении бус стебли растений можно не протыкать шилом, а просто перевязывать нитью. Если предполагается окрашивать изделие, то нужно также покрыть краской и нить.

Каждый сухой стебелек обработать с двух сторон пилкой с мелкими зубьями. Затем распилить его на равные отрезки. Бусины-трубочки самого лучшего качества получаются из толстых стеблей, но можно использовать и тонкие стебли.

Готовые бусины нужно раскрасить гуашевыми красками, подождать, пока высохнет краска. Затем покрыть их прозрачным лаком. Собирая бусы, лучше всего чередовать трубочки с бусинами из срезов толстых стеблей. Во время сборки срезы можно прокалывать при помощи шила.

Подобные бусы можно применить в качестве оригинального елочного украшения. Если же к ним добавить мелкие еловые шишки и засушенные плоды шиповника, они будут смотреться удивительно красиво и празднично.

Браслет «Летняя ночь»
Этот браслет хорошо дополнить выполненным в этой технике ожерельем или поясом. Эти декоративные соломенные украшения будут особенно хорошо смотреться, если окрасить их в другие цвета.
Вам потребуется Соломка, клей ПВА, узкая атласная лента длиной 20–25 см, ножницы.

Ход работы

Этот браслет следует плести в 4 конца. В начале работы 2 соломинки положить одна на другую под углом 45° (шаг 1). Затем нижнюю соломинку перегнуть через верхнюю соломину для образования прямого угла (шаг 2).
Подобным образом перегнуть и правый конец второй соломинки, а левый конец протянуть под плетением (шаг 3).

...

Строгая гармония форм и движения соломенного паука была направлена на оберег дома и его хозяев. Считалось, что он собирает в свою паутину всю негативную энергию, которая может присутствовать в доме. Цикл повторялся ежегодно: старого паука сжигали, а на его место вывешивали нового соломенного защитника.

В продолжение работы все концы соломинок, расположенные с правой стороны, следует загибать на плетение (шаг 4). Те же концы соломинок, которые лежат с левой стороны, нужно протягивать под плетением (шаг 5).

Таким образом чередовать шаги (шаг 5) до тех пор, пока не получите браслет нужной длины (шаг 6).

После завершения работы, смочив тряпочку в теплой воде, положить ее на плетение и прогладить горячим утюгом, чтобы соломинки сделались более гибкими (рис. 72).

Рисунок 72. Плетение соломенного браслета: а) шаги 1–6; б) готовый браслет

Для большей надежности желательно пропитать браслет с двух сторон клеем ПВА. Подождать, пока клей высохнет, затем продеть между соломинками на концах плетения атласную ленточку, которая послужит завязкой браслета. Из нескольких соломенных плетенок разной ширины можно составить сложный оригинальный браслет, дополнить его деревянными или соломенными бусинами, или другими декоративными деталями (рис. 73).

Рис. 73. Сложные браслеты, составленные из нескольких плетенок разной ширины

Пояс из соломки
Пояс из соломки – это оригинальное изделие, которое может стать достойным украшением любого наряда. Однако он требует очень бережного и аккуратного обращения, поскольку его можно очень легко повредить.
Вам потребуется Соломка, клей ПВА, ножницы.

Ход работы

Этот пояс можно выполнить косичкой, сплетенной из трех концов. В начале работы одну соломинку положить прямо, а вторую подложить под нее под углом 45° (шаг 1). Затем сложить последнюю соломинку так, чтобы образовался прямой угол (шаг 2). Теперь и первую соломинку согнуть параллельно второй (шаг 3). Затем каждую из двух крайних по очереди перебрасывать в середину, располагая ее между двумя другими (шаг 4).

Заканчивающиеся соломинки по мере необходимости наращивать новыми соломинками обычным способом. Как только пояс достигнет необходимой длины, подклеить концы соломинок, чтобы плетение не могло распуститься.
Для придания поясу большей гибкости и прочности нужно пропитать его с двух сторон клеем ПВА. Готовый пояс лучше всего сушить, повесив на веревку в хорошо проветриваемом месте, но защищенном от попадания прямых солнечных лучей (рис. 74).

Рис. 74. Соломенный пояс, сплетенный из трех концов: а) этапы выполнения 1–4; б) готовый пояс

Ободок для волос «Соломка»
Такой ободок будет очень хорошо выглядеть и сам по себе, и в сочетании с браслетом из соломы.
Вам потребуется Соломка, пластиковая основа ободка, клей «Момент», клей ПВА, прозрачный лак, ножницы.

Ход работы Для такого ободка нужно изготовить полоску плетением из пяти концов. Схема такого плетения повторяет начальные этапы плетения косички.

...

Плетеные квадраты, многоугольники, ромбы чаще всего используют для отделки шкатулок, коробов, абажуров, лотков, оформления скульптуры или изготовления декоративных украшений.

В начале работы через основную соломинку перегнуть возле края под прямым углом 2 соломинки.

После этого боковые полоски пригнуть к середине, переплетая остальные соломинки. По мере того, как изделие достигнет необходимой длины, закрепить оставшиеся концы соломинок на изнаночной стороне плетения и пропитать полученную мережку клеем ПВА.

Оставить работу до полного высыхания клея, а затем, используя клей «Момент», прикрепить соломенную ленту к пластиковой основе ободка. Готовое изделие покрыть прозрачным лаком для большей надежности и продолжительной службы (рис. 75).

Рис. 75. Соломенная лента для ободка, сплетенная из пяти концов

Заключение

Изучив основные виды и способы плетения из соломки, можно создавать разнообразные изделия: салфетки, подставки под горячее, корзинки, подносы, короба и множество других прекрасных вещей.

Обычно процесс создания соломенных изделий состоит из двух этапов: плетение заготовки и изготовление изделия. Его можно целиком сшить из длинной плетенки или собрать путем сшивания и склеивания из отдельных плетеных частей. Плетеные ромбы, расчлененные ритмом матово поблескивающих стебельков, витой круглый соломенный жгут с его повторяющимися, тщательно проработанными мелкими деталями, создают уникальную игру светотени, которая обеспечивает тонкие тональные переходы цвета. Плетеными ковровыми деталями можно обклеивать папки, настенные панно, коробки, подносы и многие другие предметы.

В этой книге приведены лишь немногие примеры того, что можно сделать из различных видов соломки. Жизнь не стоит на месте, появляются все новые способы интересного применения этого материала. Вам будет легче их освоить, зная базовые принципы работы с соломенными лентами и панелями.

Иллюстрации

Content

Преображенская Вера Николаевна Поделки из соломки

Вера Николаевна Преображенская Поделки из соломки

Введение

ИЗ ИСТОРИИ СОЛОМЕННЫХ ПОДЕЛОК

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СОЛОМКА

Виды соломы и ее свойства

Сбор соломы

Подготовка соломы

Сушка

Проверка качества соломки

Хранение соломы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Оборудование рабочего места

Подбор сюжетов

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Работа над аппликацией

Технология спирального плетения

Технология прямого плетения

Инкрустация соломкой

Соблюдение техники безопасности при работе с соломой

МНОГООБРАЗИЕ СОЛОМЕННЫХ ПОДЕЛОК

Картины и панно

Соломенные куклы и игрушки

Фигурки животных

Фигурки птиц

Полезные в быту предметы

Сувениры

Елочные украшения

Бижутерия

Заключение

Иллюстрации